Вера Николаевна Преображенская

Фелтинг. Удивительные поделки из свалянной шерсти

Введение

Валяние из шерсти имеет несколько названий: набивание, фелтинг, фильцевание. Это особая техника изготовления из непряденой шерсти объемных игрушек, одежды (валенок, шарфов, туник, жилетов, тапочек, шляпок), украшений, различных аксессуаров к одежде, бижутерии, цветов и т. д. Валяние может быть сухим и мокрым. Натуральная шерсть обладает свойством свойлачиваемости или прядильными качествами, которые проявляются при механической или тепловой, влажной обработке. В результате получается войлок.

В давние времена войлок был единственным видом текстиля у многих народов. Из него делали ковры, матрасы, подушки, головные уборы, плащи, чулки. Им покрывали юрты.

В настоящее время войлок изготавливают на современных машинах и чаще всего используют как утеплитель.

Шерсть часто называют текстильной глиной. Сам войлок делают из шерсти овец, верблюдов, коз, лам. Из него можно сделать множество разнообразных красивых изделий. Войлок – прекрасный материал для творчества.

Одежда, предметы быта, аксессуары, игрушки, бижутерия – все это можно создать своими руками. Выбирая тот или иной способ валяния, вы можете «вылепливать» из шерсти детали практически любых форм и размеров.

Это могут быть крохотные объемные фигурки или большие плоские полотна. Благодаря цветовому разнообразию шерсти, ваши изделия не будут унылыми. Даже небольшая войлочная салфетка может выглядеть оригинально, если при ее создании использовать шерсть нескольких оттенков и выложить ими узор.

Добро пожаловать в удивительный мир фелтинга!

ВСЕ О ШЕРСТИ

Что такое валяние

Валяние – это одна из древнейших технологий изготовления текстиля. Первые валяные изделия появились около 8 тыс. лет назад. Древние люди делали войлок из шерсти диких животных. Намного позже они научились прясть, вязать и ткать.

Для валяния шерсти использовали саму шерсть, воду и мыло.

Шерсть и пуша (это малый волос, подсед) при определенных условиях могут плотно перепутаться, сцепиться между собой и образовать гибкую, мягкую и эластичную массу, которую называют войлоком. Для его изготовления надо подготовленную шерсть правильно разложить и обдать горячей водой, затем прикрыть холстом и мять руками или навернуть на скалку. Последнюю операцию надо делать до тех пор, пока не образуется единая масса. Это и называется валянием. Его можно выполнять и на специальных машинах, и вручную. Войлок в зависимости от шерсти может получиться как очень грубым, так и нежным и тонким. В разрезе отдельных волосков не видно, материя представляет собой однородную и компактную массу. Войлок прочный, его растрепать очень трудно. Прочность зависит от свойств волос, которые заключаются в перегибах волоса и микроскопических зазубрин, чешуек, шероховатостей, расположенных на поверхности волос. При уваливании завитки волос скрещиваются между собой, зазубрины одних попадают во впадины или трещинки других. Именно таким образом получается прочный и упругий войлок.

Интересно, что услуги шерстобитов и Шаповалов в Закавказском крае гораздо дороже, чем во внутренних губерниях России – примерно в 2 раза.

Из шерсти тонкорунных овец войлок получается мягким, но довольно непрочным, так как волос таких овец гладкий, хотя и сильноизвилистый. Из прямых и шероховатых волос войлок получается прочным.

Если же надо получить прочный и мягкий войлок, то следует соединить эти два вида шерсти. В дело можно пустить не только целый волос, но и его части, разорванные волоски, искусственную шерсть и даже пыль, которая остается при очищении шерсти и при обработке шерстяного тряпья.

Для валяния подойдет любой мягкий животный волос: козий подшерсток, шерсть, конский и коровий волос, шерсть кролика, бобра, выхухоли, белки. Жесткий волос из гривы и хвоста не годится. Чаще всего используют овечью шерсть. В России и азиатских странах ее перерабатывают кустарным способом, а не фабричным. Перед уваливанием шерсть подготавливают. Сначала ее моют в простой, затем мыльной воде или минеральных щелочных источниках. На следующем этапе работы ее сортируют, отделяя длинный грубый волос от мягкого подшерстка (обычно он бывает на шее, брюхе и его собирают отдельно). После этого шерсть треплют и расчесывают простыми гребнями с железными зубьями. Затем разрыхляют и взбивают. Для этого нужен лучок с тетивой и решето. Пальцем или битком ударяют по струне лучка над шерстью. Постепенно грубые части отбрасываются в сторону, мелочь и пыль падают вниз сквозь решето. Подшерсток становится рыхлым. Готовую шерсть кладут на холст или циновку тонким слоем и смачивают горячей водой. При этом ее придавливают руками, чтобы она была ровнее. После этого загибают слой шерсти с одного угла вместе с холстом и свертывают ее спиралью. Катают по полу, временами шерсть разворачивают и скатывают ее с другого угла. Эту операцию выполняют около 15 мин, пока шерстинки хорошо не сваляются и не будут держаться друг за друга. Также по мере необходимости изделие сбрызгивают водой. Затем продолжают уваливание, но уже без холста или циновки. Самое главное – это правильно разложить шерсть и равномерно ее свалять. Для этого, прежде всего, требуется определенный навык. Именно поэтому есть такие профессии, как шаповалы и шерстобиты. Мастера часто ходят группами по селам и деревням и предлагают свои услуги населению.

Описанным способом изготовляют полости, бурки, кошмы, потники, войлочные ковры, валенки, подметки для седел, калоши, сапоги, ботинки, чулки и т. п. При этом меняются только частности. Например, для изготовления валенок или войлочной обуви перебитую шерсть укладывают на деревянный стол в форму сапога, только в двойном размере, и приглаживают рукой. Затем покрывают холстом и сбрызгивают горячей водой. Сворачивают в два раза. Приставляют два маленьких кусочка войлока к подошве. Их края загибают и продолжают валяние, соединяя все части вместе и образуя обувь.

После этого изделие обдают кипятком и мнут руками, натирают мылом и гладят, крепко прижимая, чтобы масса лучше уплотнилась. Потом обувь опускают в кипяток. В результате этого шерсть распаривается и лучше сваливается. Последнюю операцию выполняют несколько раз. После чего в обувь вставляют колодку, сушат, натирают мелом. В последнюю очередь изделие отделывают пемзой. Любая обувь – унты, пимы, детская или женская и даже валяные чулки – изготовляется точно так же.

Шерсть для валяных изделий выбирают очень тщательно. Для мелких изделий шерсть нужна тонкая и мягкая, и валяют ее тщательней. Из грубой шерсти с небольшим количеством короткого волоса делают войлоки для подхомутников, подседельников, полостей, покрывал для возов и т. д. Войлок может быть разного размера и разной плотности и толщины. Ковры из войлока также могут быть разного размера. Кроме того, небольшие ковры часто обшивают бахромой, разноцветными шнурками. Их делают узорчатыми или одноцветными. Для получения узорного войлочного ковра разноцветную шерсть укладывают на основу ковра нужным узором. Полосатые ковры или ковры с большими фигурами делают сшивными. Для этого выкраивают из разноцветных полостей нужные фигуры и сшивают их с изнаночной стороны. С лицевой стороны шов закрывают шерстяным шнурком. В Нижегородской области изготовляют войлочные крашеные (набивные) ковры.

Множество других изделий из войлока изготовляют точно таким же образом.

Валяные изделия делают и на фабриках. Шерсть также моют, треплют, расчесывают на специальной кардной машине. Затем шерсть на ровничных машинах превращают в массу нужной ширины и толщины и пропускают через несколько пар валиков, которые расположены один над другим. Между некоторыми валиками есть цилиндры с отверстиями, через которые подают горячий пар на полотно. Также есть и полые цилиндры. Их нагревают паром. Войлок проходит через первые ряды валиков, которые сильно его сдавливают, затем нагревается под паровыми цилиндрами и проходит через другие валики, обрабатывается паром и тянется между следующими парами валиков. Таким образом, уваливание происходит гораздо быстрее, чем вручную. Но при этом оно происходит только в продольном направлении, что не подходит для изготовления изделий хорошего качества. Поэтому потом полотно переносят на следующую валяльную машинку, которая валяет в другом направлении, под небольшим углом. Эти две операции повторяют несколько раз, чтобы достигнуть хороших результатов. В последний раз полотно пропускают через несколько валиков, погруженных в подкисленную воду. Затем полотно отжимают и нарезают на куски нужного размера и формы.

Войлочные изделия в настоящее время так же популярны, как и в прошлые века. Их используют в самых разных целях. Кочевое население войлок применяет как строительный материал для шатров и кибиток, также шьет одежду из него. В других странах войлоком покрывают стены и полы для защиты от холода, используют для других хозяйственных целей. Например, в технике через него фильтруют жидкости, обматывают им паропроводные трубы, покрывают паровые котлы, концы деревянных столбов, которые опускают в сырую почву. Войлок, изготавливаемый для данных целей, довольно грубый. Войлок для одежды делают из пуха и короткого волоса пушных зверей и некоторых других животных, например зайца, кастора или бобра, беки, выхухоли, кролика, мускусной крысы и др. Из их шерсти войлок получается высококачественный и идет на изготовление шляп и шапок. Надо отметить, что шляпное производство занимает значительную нишу в войлочном деле. Особенно после того, как в Америке усовершенствовали войлочные машины и шляпы стали делать фабричным способом. Кустарным способом делают дешевые шапки и шляпы.

Для того чтобы получить шляпы хорошего качества, как уже было сказано выше, берут волос пушных зверей. Но мех довольно дорогой, поэтому шляпочники чаще используют лишь обрезки от меха, которые остаются у скорняков. Пух, верблюжья, козья, овечья шерсть практически не требуют предварительной подготовки для уваливания, так как они обладают завитостью в большей или меньшей степени. У других животных волос прямой и он трудно уваливается, поэтому его сначала обрабатывают специальными приемами, чтобы облегчить процесс уваливания. Сначала из меха выколачивают весь сор и пыль, затем его расчесывают, чтобы выровнять весь волос. Мех чистят щетками, смоченными в специальной жидкости, покрывая волос раствором на 2/3 длины. Эта жидкость способствует уваливанию. Способов приготовления данной жидкости существует очень много. Шляпочники имели свои рецепты и хранили их в секрете. Мы приводим лишь один из них: смешать 64 части азотной кислоты, 4 части белого мышьяка, 8 частей ртути, 2 части двухлористой ртути и влить 3 объема воды. Надо отметить, что в состав любой жидкости входят разные ядовитые и вредные вещества, поэтому ими следует пользоваться осторожно. Интересно, что долго пролежавшие или ношеные меха можно не подвергать данной обработке, так как они пропитываются потом и приобретают ту же способность, что возникает у новых мехов после применения растворов.

Смоченные данным раствором шкурки складывают шерстью внутрь одна на другую и сушат в паровой ванне. Затем их смачивают известковой водой. Это придает шкуркам гибкость. Потом сбривают или остригают волос и сортируют. Самый ценный волос находится на спине животного. Каждый сорт отдельно расчесывают и взбивают. Все остальные процедуры выполняют точно так же, как и с шерстью. Но так как волос разный, то и войлок тоже получается разным. Самым лучшим войлоком для шляп считается материя, изготовленная из кроличьего волоса, его часто покрывают бобровым или другим ценным мехом. Подготовленный волос раскладывают на холсте в форме шляпы больших размеров, обдают горячей водой, которую предварительно подкисляют серной кислотой, и накрывают холстом. Мнут. Через некоторое время на увалявшееся полотно накладывают тонкий слой хорошего волоса и уваливают дальше, время от времени сбрызгивая подкисленной водой. Потом края войлока загибают, придавая ему нужную форму. Войлочное полотно уваливают по шву и только после этого его переносят на форму и продолжают операцию. В конце работы изделие аппретируют специальной непромокаемой смесью, сушат и выправляют гребнем или щетками.

История валяния шерсти

История валяния шерсти уходит своими корнями в глубокую древность. Валяние шерсти – это самая древняя технология создания текстиля. Ее можно связать с кочевниками, которые первыми одомашнили овец. Надо отметить, что шерсть дикой овцы практически не валяется, так как ее волос прямой и без чешуек.

Некоторые ученые считают, что валяние шерсти связано с легендой о Великом потопе. В этой легенде речь идет о Ноевом ковчеге, в котором было собрано всех животных по паре. В их числе были и овцы. Они располагались в маленьких помещениях, шерсть с животных падала на пол под копыта. После окончания потопа животных выпустили, а на полу оказался первый валяный ковер. Кочевники первыми стали применять войлок в быту. Они делали из него дома, одежду, предметы интерьера, утварь, скотоводческое снаряжение, подстилки для новорожденных животных.

Из войлока делали постель, люди одевались в войлочную одежду, укрывали коней попоной. Кроме того, считалось, что войлок оберегал от вражеских стрел и злых духов. Кочевники использовали свалянную шерсть даже в медицине (при лечении переломов костей) и в кузнечном деле.

Известно, что валянием шерсти занимаются во многих странах. Но самыми лучшими валяными изделиями считаются туркменские, киргизские, куртинские.

На Руси первый войлок появился во время монголо-татарского нашествия. Валенки стали изготавливать намного позже, около 300 лет назад. Кроме валенок, из шерсти делали сукно, валяные шапки, войлок для хозяйственных нужд.

Это мастерство передавалось из поколения в поколение, от мастера к ученику. В самой технике за долгие годы практически ничего не изменилось. Единственное сильное отличие заключается в том, что в настоящее время вывели породу мериносовых овец с тонкой и мягкой шерстью. Соответственно, изделия из нее также получаются тонкие, мягкие и нежные. Начиная с XIV в., стали изобретать различные приспособления для валяния шерсти. В XIX в. уже выпускались валяльные прессы и машины. Валяние происходит путем сдавливания и прокатывания шерсти. Также уваливание происходит и при механическом воздействии иголок, которые спутывают волосы.

В середине прошлого века это производство было позабыто. В настоящее время интерес к войлоковалянию вновь возрастает. Многие художники, модельеры возвращаются к этому ремеслу и используют его для художественного самовыражения. Даже пытаются изобрести новые приемы валяния. В моду вошли украшения из войлока, войлочные аксессуары, одежда, игрушки и даже войлочные картины. Они часто совмещают данную ткань с другими видами материалов, создавая новые интересные вещи.

Как вы могли убедиться, в истории войлоковаляния были всплески популярности и периоды затишья. Сегодня это искусство переживает второе рождение. Во всем мире издаются книги, посвященные войлоковалянию. Опытные мастера и дизайнеры делятся с читателями секретами обработки шерсти и создания различных поделок из войлока. Из этого прочного, но податливого материала можно изготовить практически все. Огромной популярностью пользуются войлочные игрушки.

Зверушки и куколки, свалянные из шерсти, – прекрасный подарок ребенку. Такие игрушки симпатичные, мягкие, приятные на ощупь, а главное – безопасные, экологически чистые. Однако войлок идет не только на создание милых безделушек. Из этого материала изготавливают одежду, сумки, ковры, одеяла, занавески и другие крупные предметы. Получаются очень стильные вещи, которые к тому же весьма долговечны. Когда войлок хорошо свалян, волокна шерсти прочно сцеплены друг с другом, то каждая шерстинка как бы держится за своих «соседок» сотнями крючочков.

Войлок имеет также особую текстуру поверхности, которую ни с чем не перепутаешь. По сравнению с ткаными материалами, войлок выглядит естественнее.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

В этой главе речь пойдет о самых необходимых материалах и инструментах для валяния шерсти вручную.

Самый главный материал – это, конечно же, шерсть. Это уникальный материал, который обладает валкоспособностью. Волокна шерсти переплетаются между собой, соединяются, сокращаются при определенной температуре, влажности.

Все волокна можно разделить на два типа: натуральные и синтетические. Натуральные волокна создаются самой природой. Они могут быть растительного и животного происхождения. Последний тип волокон на основе протеинов. К нему относятся шерсть, мохер, кашемир, альпака, ангора, викунья, верблюжья шерсть, шелк. Растительные волокна на основе целлюлозы – это лен, хлопок, сизаль, рами, джут, пенька. Синтетические волокна делают путем химического синтеза полимеров чаще всего из продуктов переработки каменного угля и нефти. Они бывают полиэфирными, полиамидными, поливинилхлоридными, полиолефиновыми, поливинилспиртовыми.

Давайте рассмотрим все волокна по порядку.

В валянии в первую очередь используют волокна животного происхождения. Остальные волокна применяют скорее для различных декоративных целей.

Итак, сваливаться может только натуральная шерсть. Чаще для этой цели используют шерсть овец, но иногда применяют шерсть и других животных, например, верблюда, козы, ламы и даже собак. Для валяния нужна мягкая шерсть, без остевого волоса.

Надо отметить, что можно выделить много разных видов шерсти: грубая, меринос, сливер, овечья и др.

Грубую шерсть используют для изготовления валенок. Поэтому ее еще называют валеночная. Войлок получается плотным. Из него обычно шьют тапочки, сумки, валенки. Также делают игрушки в этническом стиле. Такая шерсть бывает только натуральных оттенков.

Сливер – это очищенная от остевого волоса некрашеная гребенная лента. Ее применяют для экономии основного материала, как основу. Обычно она бывает светлого натурального цвета.

Очес – это оставшиеся после вычесывания шерсти мелкие волоски. Обычно они бывают у овечьей шерсти. Очес с давних времен используют для изготовления фетра. Обычно его применяют в качестве набивки шитых игрушек, как подложку для валяния ковриков. Из него изготавливают красивые бусины с бархатной и гладкой поверхностью.

Гребенная лента (топас) – это длинная пасма, в которой волокна шерсти расположены в одном направлении.

Кардочес – это тонкое полотно, в котором волокна шерсти уже немного сбиты и направлены в разные стороны.

Префельт – это полуготовое полотно.

Меринос – шерсть с холки овец породы меринос. Их выращивают в основном в Австралии и Новой Зеландии. Эта шерсть очень мягкая, эластичная, теплая, длинная. Она довольно хорошо и долго держит форму и объем. Очень упруга.

При валянии плотность и прочность изделия возрастают, но из-за этого оно уменьшается в размерах. Это надо учитывать при изготовлении предметов из войлока. Например, усадка валенок доходит до 80 %.

Шерсть мериносов бывает разной толщины: тонкорунные с толщиной волоса 16–20 микрон, среднерунные с толщиной волоса 19–24 микрон, грубошерстные с толщиной волоса 21–27 микрон. Толщина шерсти на качестве руна никак не сказывается. Данная шерсть идеально подходит для всех способов валяния.

Ангорская шерсть очень мягкая. Изделия из нее получаются мягкими и комфортными. Валяние из ангоры довольно сложный процесс, так как пух надо закрепить очень прочно, в противном случае ткань будет быстро истираться и образуются дырки. Ангору мочить нельзя. Из нее можно валять только сухим способом.

Кашемир – это подшерсток (пух) горной козы. Его выщипывают или вычесывают вручную весной. За год у козы собирают всего 100–200 г пуха. Эти животные обитают в Китае, Пакистане, Монголии. Чем суровее климат, тем гуще и лучше подшерсток.

Кашемир считается королем волокон, так как он самый мягкий, легкий, гиппоаллергенный и очень теплый. Он в восемь раз теплее овечьей шерсти. Кашемир можно валять любым способом.

Мохер – это шерсть ангорских коз. Родиной данных коз считается турецкая провинция Ангора, отсюда и пошло название породы. Это самое прочное волокно. Руно коз белого цвета, с блеском, довольно однородное. Оно состоит из переходного волоса и короткой оси, которую следует удалять. Мохер можно покрасить, при этом он будет выглядеть естественно.

Мохер делится на три вида.

Kid mohair – это самое тонкое волокно, которое получают при первой стрижке козленка в возрасте 6 месяцев. Из него изготавливают самые дорогие ткани.

Goating mohair – это мягкая и тонкая шерсть. Ее получают при стрижке козлят в возрасте до двух лет.

Adult mohair – самый толстый мохер. Он намного грубее других видов. Обычно его используют для изготовления верхней одежды.

Мохер можно валять любым способом.

Альпака – это один из видов американской ламы с роскошной теплой шерстью. Эти животные живут в экстремальных условиях, где перепады температуры в течение суток составляют от -20 до +18 °C. Именно поэтому их шерсть тонкая, легкая, мягкая и очень плотная. Она совсем не пропускает воду. Шерстинки грубее мериноса и немного завитые. Шерсть в три раза прочнее и в семь раз теплее овечьей. Ткани из нее очень прочные, не скатываются, не сваливаются, не вызывают аллергических реакций, стойкие к загрязнению и обладают антистатическими свойствами. При этом у шерсти присутствует красивый шелковый блеск. Одежда из шерсти альпака защищает как от холода, так и от жары. В альпака нет разных органических кислот, поэтому она очень легкая. В ней также нет пылевых клещей, что делает ее гипоаллергенной.

Есть два вида альпака – сури и уакайа. Они отличаются только своим внешним видом: У сури шерсть висит длинными косичками, а у уакайа шерсть похожа на плюшевого медвежонка. Естественный окрас шерсти бывает разных оттенков: от коричневого до бордового, от серого до черного, от кремового до белого. Данная шерсть подходит для всех видов валяния. Также ее часто используют в виде добавки. Войлок из шерсти альпака получается прочным, а за счет усадки его можно сделать фактурным.

Верблюжью шерсть получают с восточноазиатских верблюдов, обитающих в Тибете, Монголии, Ираке, Персии, Афганистане. Молодых верблюдов вычесывают один раз в пять лет. Именно поэтому она такая редкая.

Эта шерсть мягкая, тонкая, с мелкими завитками, она прекрасно защищает от морозов. Она очень легкая, так как внутри верблюжий волос полый. Он имеет чешуйчатую структуру. Шерсть очень гигроскопична и поглощает большое количество влаги.

Изделия из верблюжьей шерсти устойчивы к различным загрязнениям. Верблюжья шерсть может снимать нервное и статическое напряжение. Именно поэтому ее часто рекомендуют людям с заболеваниями системы кровообращения и опорно-двигательной. Кроме того, верблюжья шерсть оказывает омолаживающее действие при контакте с кожей человека.

Шерсть не окрашивается. Ее природные цвета – от светло-бежевых до коричневых оттенков.

Данная шерсть подходит для мокрого и сухого валяния. Но ее нельзя использовать для техники нуно-фелтинг.

Очень редкой и уникальной является шерсть яка. Як – тибетский бык с длинной косматой шерстью, свисающей практически до земли. Он обитает на территории Непала, Тибета, Монголии и в Гималаях. Шерсть у животных вычесывают один раз в год.

Шерсть яка способна сохранять тепло в любых условиях, даже с минимальной разницей между температурой тела и температурой воздуха. Она легкая, гигроскопичная, очень мягкая, хорошо тянется, прилегает к телу, устойчива к сминанию. Пух яка по своей структуре очень похож на человеческий волос, поэтому изделия из него комфортны и удобны.

Шерсть яка – экологически чистый продукт, она способна снимать боли, долговечна, гипоаллергенна, неприхотлива в эксплуатации.

Эта шерсть не поддается окрашиванию. Обычно она бывает серых и коричневых оттенков.

Ее очень удобно использовать в качестве изнанок в валяной одежде.

Шелк также является продуктом животного происхождения. У него, как и у шерсти, белковая структура. Это физиологическое волокно, похожее по своему химическому составу на человеческий волос. У тутового шелкопряда в зрелом возрасте из прядильных желез, которые расположены в передней части головы, выделяется специальная жидкость. Она на воздухе затвердевает и превращается в нитевидное волокно, из которого гусеница делает кокон. Длина нити в таком коконе составляет от 600 до 1500 м. Гусеницы, которых разводят на специальных плантациях, питаются листьями шелковицы, поэтому производят тонкие гладкие волокна, у диких гусениц-шелкопрядов волокна получаются гораздо грубее.

Шелковые нити прочные, но не эластичные, поэтому изделия из шелка вытягиваются. Шелковые ткани обладают теплоизолирующими свойствами. Шелковые нити блестят, хорошо окрашиваются.

Существует два вида шелковых нитей. Это шелк для валяния Mulberry и tussah или tussore. Первый вид – нити высокого качества, получаемые от тутового шелкопряда, выращенного искусственно. Нитки производят вручную, без использования химических составов. Такие нити белые, с жемчужным блеском. Второй вид шелка – различные виды дикого, производимого бабочками-павлиноглазками. Их гусеницы обитают на дубах, в орешнике, березах и других видах лиственных деревьев. Натуральный цвет нитей очень богатый – от бежевых тонов до коричневых и золотистых.

Шелк добавляют при мокром валянии и нуно-фелтинге для декорирования изделия. Он не садится, как шерсть, при его использовании получаются блестящие волнообразные мотивы. Сам по себе шелк не сваливается.

Растительные волокна

Растительные волокна изготавливают из различных растений. Отдельно их не валяют, они не могут сваливаться сами по себе. Их всегда добавляют в шерсть для придания фактурности. Практически все растительные волокна гладкие и блестящие. Чаще всего в шерсть добавляют бамбук, лен, крапиву и банан.

Вискоза – это искусственное волокно. Оно самое естественное из всех. Его начали производить еще в конце XIX в. Вискозу делают из целлюлозы растений и древесины путем прессовки. Ее натуральный цвет молочно-белый, но вискоза легко окрашивается в различные цвета.

В сухом состоянии это прочное волокно, в мокром состоянии теряет свою прочность. Вискоза довольно приятна в носке, воздухопроницаема, гигроскопична. Также она не накапливает статического электричества. Она хорошо сочетается со многими видами шерсти, но быстро сминается. Вискоза подходит для всех способов валяния.

Хлопок получают из коробочек хлопчатника – однолетнего теплолюбивого кустарника. Это натуральное растительное волокно, которое люди использовали с незапамятных времен. Его выращивают по всему миру в теплом климате. Есть много разных видов хлопчатника. Самый мягкий и тонкий вид – приморский, египетский и хлопок «Пима».

Волокна хлопка пушистые, мягкие и тонкие. Они немного скручены вокруг оси. Натуральный цвет хлопка белый, с небольшим кремовым оттенком. Волокна антиаллергенны. Они быстро впитывают влагу, также быстро высыхают. Хлопок довольно прочный, его легко стирать, но он практически не эластичен, поэтому немного вытягивается.

Хлопок отдельно не валяют. Обычно его используют для создания рисунка на шерсти или эффектной фактуры в мокром валянии. Кроме того, хлопок часто смешивают с шерстью, чтобы получить теплую и мягкую пряжу.

Тенсел – это натуральное вискозное волокно, получаемое из древесины эвкалипта. Древесину размельчают, растворяют в специальном составе и пропускают гладкое, тонкое белое волокно с блеском, довольно прочное. Оно теплое и эластичное, гигроскопичное, гиппоаллергенное. Впервые на рынок тенсел поступил в 1991 г. По своим параметрам он очень напоминает шелк.

Тенсел используют в качестве добавки с разными видами шерсти для декорирования в мокром валянии и нуно-фелтинге.

Соевое волокно делают из переработанных растительных протеинов бобов сои. Естественное волокно обычно бывает нежно-кремового, пастельного цвета.

Его легко покрасить в разные цвета. Оно тонкое, мягкое и блестящее. Своим внешним видом напоминает волокна шелка. При валянии с добавлением данных волокон получается красивый волнообразный узор.

Ткань, изготавливаемая из таких волокон, мягкая, с приятной текстурой, очень теплая. Она гигроскопична, благодаря чему кожа в одежде из этой ткани легко дышит. Кроме того, соевое волокно обладает антибактериальными свойствами.

Соевое волокно не сваливают, его используют в качестве добавки для декорирования в мокром валянии и нуно-фелтинге.

Морские и бурые водоросли перерабатывают с активными веществами и получают волокно Seacell. Оно гипоаллергенно. Природный цвет – золотисто-кремовый с блеском, по своим качествам волокно напоминает шелк.

Проверить шерсть на пригодность для валяния очень просто. Надо клочок шерсти покатать на ладони. Если она быстро сваливается, т. е. превращается в единое целое, значит, она подходит для ваших целей.

Seacell используют только как добавку к шерсти в мокром валянии и нуно-фелтинге. Это волокно добавляют для декоративного эффекта. Оно дает волнистый рисунок и яркий блеск. Завитки получаются ровнее, чем при использовании шелка.

Волокно молочного протеина получают после переработки молочного белка казеина. Это экологически чистое волокно красивого молочного цвета. Очень прочное, мягкое, тонкое, приятное на ощупь, есть блеск. Химический состав данного волокна похож на волокна шерсти. PH молочного волокна содержит 17 аминокислот, благодаря им волокно делает кожу гладкой и нежной при регулярном соприкосновении с последней.

Данное волокно применяют только с разными видами шерсти при мокром валянии и нуно-фелтинге. Оно хорошо приваливается к шерсти. Его используют исключительно в декоративных целях. Оно дает красивые завитки и шелковый блеск.

Лен – это лубяное волокно, которое получают из стеблей льна-долгунца. Для этого используют ткань, находящуюся между древесиной стебля и наружной оболочкой. Волокна склеены между собой. Они расположены отдельными прядями длиной 30–75 см. Цвет волокон варьирует от кремово-бежевого до серо-бежевого. Имеют мягкий блеск, очень прочные, легко окрашиваются, быстро мнутся.

Лен применяют в мокром валянии и нуно-фелтинге. Также его используют при валянии игрушек.

Крапива – рами – это травянистый кустарник, произрастающий в Восточной Азии. Из волокон рами изготовляли различные изделия с давних времен в таких странах, как Япония и Китай. В Европу волокна были завезены во времена Елизаветы I. Они похожи на лен – такие же длинные, тонкие, шелковистые и приятные на ощупь. Естественный их цвет белый, но их легко покрасить. Очень устойчивы к истиранию.

Волокна рами используют как добавку в мокром валянии и нуно-фелтинге.

Конопля – однолетнее лубоволокнистое растение до 3 м высотой. Волокно конопли называют пенькой. Волокно конопли намного грубее волокна льна или крапивы. Волокна мягкие, тонкие и шелковистые, кремового оттенка с матовым блеском.

Коноплю приваливают к шерсти и используют для декора.

Волокна кукурузы начали использовать совсем недавно. Их добывают из смолы сахарозных растений. Волокна кукурузы внешне напоминают лен. Они длинные, шелковистые, достаточно прочные, с матовым блеском. Устойчивы к загрязнению. Очень эластичные и упругие, что позволяет изделиям, выполненным из них, быстро возвращать свои формы после любой деформации.

Волокно используют как добавку к шерсти для декоративных эффектов в мокром валянии.

Банановое волокно получают из переработанной мякоти бананового дерева. Банановые нитки гладкие, мягкие, с приятным блеском. Волокно используют с разными видами шерсти для декорирования в мокром валянии и нуно-фелтинге.

Бамбуковое волокно получают из мякоти бамбука. Оно имеет естественный бледно-желтый цвет. Довольно тонкое, как и вискоза, очень прочное. В бамбуковых волокнах содержится антибактериальное вещество, которое не исчезает даже после нескольких стирок.

Его используют для декорирования в нуно-фелтинге и мокром валянии.

Синтетические волокна

К этой группе относятся волокна, изготовленные химическим путем.

Акриловые волокна используют для получения объемности и мягкости. Они напоминают шерсть по своим свойствам, но совершенно не греют. Они довольно прочные и практически не растяжимые.

У них низкая гигроскопичность, что позволяет им не менять свои свойства во влажном виде. Очень легко очищаются от любых загрязнений. Акриловое волокно жесткое, прочное. Его можно использовать при любом способе валяния.

Нейлон – это прочное волокно, легкое и износоустойчивое, эластичное, с сильным блеском. Оно легко окрашивается.

Волокна довольно чувствительны к нагреванию и неустойчивы к свету.

Данные волокна применяют в мокром валянии для декоративных целей. Они хорошо валяются и им не нужен верхний закрепляющий слой из шерсти. Также они сами усиливают прочность натуральных волокон шерсти.

Кроме пряжи, для изготовления валяных изделий могут понадобиться тесьма, ткань для нуно-фелтинга, различная фурнитура для заколок, сумок, брошей, бижутерии.

Инструменты для валяния

Для валяния требуется много различных инструментов, которые можно приобрести не только в специализированных магазинах для рукоделия, но и хозяйственных, галантерейных, парфюмерных и в магазине электроинструментов.

Пупырчатая пленка. Обычно ее используют для упаковки хрупких вещей. Ее можно купить в магазинах для рукоделия или строительных материалов. Она пригодится при мокром валянии.

Теплоизоляционная пленка. Ее изготавливают на основе вспененного полиэтилена. Из нее делают выкройки для мокрого валяния, а также изготавливают многослойные изделия с полостями: бесшовные сумки, многолепестковые цветы. Данную пленку можно найти в магазинах строительных материалов.

Полиэтиленовые трубы также можно купить в строительных магазинах. Они нужны для катания изделия в мокром валянии.

Москитная сетка или сетчатая ткань. Можно применить и плотную тюль. Обычно тканью накрывают разложенную шерсть, чтобы ее кусочки не смещались при первом валянии.

Специальная щетка для сухого валяния. Ее щетина однородная, а сама она с плоской устойчивой обратной поверхностью. Щетку можно заменить поролоном, но он очень быстро придет в негодность.

Щетка-пухочистка нужна для расчесывания и смешивания разноцветных волокон шерсти. С ее помощью делают меланжевую шерсть. Такую щетку можно купить в зоомагазине.

Скалка применяется в мокром валянии. Нужна обычная скалка и массажная с шипами и роликами.

Ребристые коврики нужны для мокрого валяния. По ним катают рулоны с пупырчатой пленкой.

Поролоновый коврик нужен для защиты рабочего стола от игл при сухом валянии.

Иглопробивная машинка используется в сухом валянии.

Жидкое или хозяйственное мыло понадобится для мокрого валяния.

Иглы – это очень хрупкий инструмент. В любых изгибающих моментах они быстро ломаются. Поэтому рука не должна наклоняться в тот момент, когда игла находится в шерсти.

С помощью пульверизатора на разложенную шерсть наносят мыльный раствор. Струя раствора должна быть средней силы, чтобы шерстинки не разлетелись, при этом вся шерсть должна полностью промокнуть. Но можно обойтись и без пульверизатора, аккуратно поливая шерсть мыльным раствором.

Для мокрого валяния также нужны резиновые перчатки для защиты рук.

Для сухого валяния нужны иглы. Удобнее всего иметь комплект игл с разными насечками. Их изготавливают из закаленной стали. Они могут быть разных типов и размеров, форм: звездчатыми, треугольными, корончатыми. По размерам они делятся на 3 группы: толстые (№ игл от 18 до 30), средние (№ 30–34) и тонкие (№ 36–42). Толстые иглы применяют в работе с грубой шерстью на начальном этапе, средние – на основном, а тонкие – на конечном этапе.

Иглы можно заправить в специальные ручки-держатели. В такую ручку входит одна или несколько игл. Такие держатели можно купить в специализированных магазинах для рукоделия. Можно также иглы и примотать к пробке с помощью скотча. При этом надо иглы располагать параллельно друг к другу. Но многие мастера при работе с одной иглой не пользуются держателем, им так удобнее чувствовать все движения иглы.

Типы игл по валянию

Треугольную иглу используют на начальных стадиях валяния.

Треугольная крученая игла – это игла для валяния, у которой рабочая область повернута по спирали. Данный поворот ускоряет сам процесс валяния. Обычно ее используют на последней стадии процесса.

Обратная треугольная игла используется для валяния с обратным сечением. Она формирует волоски на изделии. Их используют для изготовления грив, меха, волос у игрушек. Также ими доваливают изделия с изнаночной стороны.

Звездчатая игла вваливает шерстинки намного эффективнее, чем треугольные иглы. Обычно данную иглу используют для обработки поверхностей и приваливания плоских деталей, для изготовления картин.

Крученая звездчатая игла ускоряет процесс вваливания, дырочки от иглы менее заметны, чем от других игл. Ее используют при изготовлении игрушек.

Корончатая игла нужна для вставки отдельных прядей в общее полотно.

Игла при работе должна иметь строго вертикальное положение. Не следует также забывать, что по мере уваливания иглы надо менять по размерам. Как только иголка начинает с трудом входить в полотно, ее сразу надо менять на более тонкую, иначе она сломается.

ЭТАПЫ РАБОТЫ С ШЕРСТЬЮ

Работа с шерстью включает в себя несколько этапов. Надо отметить, что существует несколько разных способов фелтинга: сухой, мокрый и нуно-войлок. В каждом из них есть свои особенности и секреты, о которых вы узнаете немного позже. Но при любом способе валяния, прежде всего, надо подготовить шерсть.

Подготовка шерсти к валянию

Шерсть, подготовленную нижеописанным способом, можно использовать при любом виде валяния различных изделий: валенок, одежды и разных мелочей.

Вы уже знаете, что шерсть – масса из мягких и тонких волосков, которые плотно прилегают друг к другу. Существует множество разных видов шерсти. Перед работой следует точно знать, что вы хотите делать и уже исходя из этого, выбирать шерсть.

Итак, вы выбрали и купили шерсть. Что делать дальше? В первую очередь надо провести первичную обработку. Вынуть весь мусор и различные загрязнения.

Эту процедуру лучше всего проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. На лицо следует надеть респиратор или накинуть платок. Шерсть следует брать небольшими пучками и, раздергивая ее, вынимать мусор.

После этого шерсть следует вымыть. Конечно, для валенок шерсть не рекомендуют мыть. Но так как валяние будет проводиться в домашних условиях, то ее лучше все-таки вымыть. Для этого нужны большие тазы, в которые надо налить теплой воды.

Ее температура должна быть в пределах +28–30 °C. В воду можно добавить немного мягкого жидкого моющего средства или натереть на терке хозяйственное мыло (жидкость для мытья посуды лучше не добавлять, на шерсти должно оставаться немного жира, который облегчит последующие процедуры).

Взять небольшое количество шерсти, не более 100 г, и поместить в емкость с мыльной водой. Разложить по всей поверхности воды, чтобы она не спуталась, и притопить ее так, чтобы шерсть полностью намочилась. Оставить на 2–3 ч. В это время можно перебирать следующий клочок шерсти. Если кончики шерсти сильно загрязнены и грязь не сходит сама, то их следует осторожно потереть. Затем налить чуть теплую воду во вторую емкость. Аккуратно переложить шерсть из первого таза во второй, предварительно дать воде немного стечь. Оставить во второй емкости на 10–15 мин. После чего вынуть и повесить, для того чтобы стекла вода. Затем разложить на ровной поверхности и высушить.

Шерстяной жир среди всех компонентов жиропота очень важен для шерсти. Он обволакивает волокна тонким слоем и таким образом склеивает их между собой.

На следующем этапе работы шерсть следует расчесать. Во время этой процедуры весь оставшийся мелкий мусор удалится. Для расчесывания нужны специальные чески. На одну ческу поместить небольшое количество шерсти и взять ее в левую руку. Правой рукой взять другую ческу и начать чесать шерсть снизу вверх, поднимаясь выше и выше. Постепенно вся шерсть окажется на правой ческе.

После этого поменять чески местами и продолжить работу. Таким образом следует расчесывать шерсть, пока она не станет ровной, шерстинка к шерстинке. Готовую шерсть снять с чески и сложить в коробку стопкой. Шерсть готова. Ее можно взвесить, положить в пакетики. Можно сразу рассортировать по пакетикам в нужном количестве.

Некоторые мастера раскладывают и начинают валять шерсть, не расчесывая ее. Но новичкам удобнее будет ее сначала расчесать, так полотно получится ровнее.

Шерсть готова. Теперь можно приступать непосредственно к валянию. Рассмотрим типы валяния.

Сухое валяние

При этом способе валяния необходимы специальные иглы. Именно с их помощью происходит переплетение волокон. Иглу со специальными насечками многократно втыкают в шерсть. Волокна цепляются за нее и спутываются между собой.

В первую очередь надо определить форму будущего изделия. Можно сделать выкройку в натуральную величину или слепить из пластилина ее модель. На выкройке надо разложить шерсть, подбирая нужные цвета.

Можно также для объемного изделия выполнить эскизы, прорисовывая исходные простые формы в виде геометрических фигур (шар, цилиндр, конус и т. д.), из которых затем сделать целое изделие. Объемное изделие удобнее готовить из сливера – натуральной неокрашенной ленты шерсти.

Для того чтобы рассчитать количество, необходимое для работы, надо смотать ленту в клубок нужной формы и размера. Итак, шерсть выбрана и подготовлена, эскиз или модель также сделаны. Теперь надо взять необходимое количество шерсти и сформировать фигуру, перемешав предварительно шерстяные волокна.

Очертания фигуры должны быть похожи на эскиз или модель изделия. При этом следует помнить, что при валянии шерсть дает усадку около 30–40 %, поэтому надо заранее заготовить больше материала.

Полученную фигуру поместить на поролоновый коврик и можно приступать непосредственно к самому фелтингу. Прокалывать специальной иголкой поделки. Причем игла должна входить в шерсть строго перпендикулярно, иначе она сломается.

Сначала следует использовать иглы большего диаметра. По мере уплотнения шерсти, иглы надо менять на другие с меньшим диаметром. Готовое изделие должно быть довольно плотным.

Если изделие состоит из нескольких частей, то их надо сделать отдельно друг от друга и только потом привалять между собой. Детали игрушек лучше сшить нитками. От этого они будут крепче.

Если у вас получились неровности, то их можно убрать довольно просто. Надо добавить немного шерсти и иголками привалять ее к нужному месту.

Сухое валяние используют для создания, прежде всего, объемных изделий: бижутерии, игрушек, цветов, плодов и листьев, шапочек и тапочек, декоративных поделок, а также для нанесения рисунка на войлок.

Мокрое валяние

При этом виде валяния понадобится мыльный раствор. В щелочной среде волокна шерсти начинают сокращаться, затем переплетаются при трении и получается войлок.

Сначала надо подготовить мыльный раствор. Для этого хозяйственное мыло (100–125 г) натереть на терке и залить кипятком (1 л). Мешать до полного растворения мыла. Оставить на 2 ч. Затем долить 1 л теплой воды и мешать до полного загустения. Можно использовать и жидкое мыло, которое или развести с водой или же наносить непосредственно на шерсть.

Требуется следить, чтобы на поверхности полотна не было мыльной пены во время мокрого валяния. Излишки пены замедляют сам процесс. Также надо следить, чтобы полотно не пересыхало, от этого на нем появляются катышки.

Расстелить на рабочем столе пупырчатую пленку пупырышками вниз. На нее выложить шерсть небольшими клочками так, чтобы получились тонкие пряди. Их надо класть внахлест. Просветов между ними быть не должно.

Затем выложить следующий слой. Причем здесь пряди должны лежать перпендикулярно первому слою. Таким образом уложить все слои. Количество слоев зависит от толщины изделия. При этом надо помнить, что шерсть сильно уваливается и для получения изделия толщиной в 3 мм надо разложить шерсть в полотно толщиной 1,5 см. Толщина раскладки должна быть везде одинаковой. Затем аккуратно намочить шерсть мыльным раствором и накрыть сеткой. Шерсть должна пропитаться полностью. Теперь начинается само валяние. Надо тереть полотно в разных направлениях. Некоторые мастера утверждают, что для сваливания на одном месте надо потереть его не меньше 100 раз.

Шерсть на этом этапе должна постоянно быть влажной. Когда одна сторона немного сваляется, то полотно надо перевернуть на другую сторону, загнуть края и продолжить тереть шерсть. Полотно валять можно с помощью скалки. Для этого надо намотать полотно вместе с пленкой на скалку и несколько раз раскатать. Затем развернуть, снять его со скалки и намотать уже в поперечном направлении, повторяя все движения.

Появившиеся излишки жидкости можно промокнуть полотенцем. При валянии надо постоянно переворачивать изделие, тереть руками шерсть со всех сторон.

Некоторые мастера при мокром валянии используют массажеры, раскатывая ими шерсть в разных направлениях.

Затем надо проверить, свалялась шерсть или нет. Для этого аккуратно потянуть верхние волоски – если при этом не отходят целые прядки, а только несколько волосков, шерсть свалялась.

Далее шерсть отпустить в воду и потереть. При этом она дает усадку на 30 %. Свалянное полотно надо прополоскать в нескольких водах и высушить, разложив на ровной поверхности.

Также можно валять и в стиральной машинке. В капроновый гольф следует положить твердые формы для обвалки, которые предварительно обкрутить прядками шерсти. Или поместить свалянные иглами до полуготовности изделия в мешочек для стирки и положить в стиральную машинку. Заправить ее моющим средством и установить полный цикл без сушки и замачивания. Температурный режим должен быть 40–50 °C. После окончания цикла стирки вынуть заготовку и высушить.

Нуно-войлок

Нуно-войлок, или нуно-фелтинг, является одной из разновидностей мокрого валяния. Здесь сочетают шерсть с натуральными тканями, такими, как шелк, шифон, кружева или просто нити.

В данной технике можно создать необычные вещи. Шерсть хорошо сваливается с шифоном. В результате усадки получаются красивые воланы.

Эта техника очень удобна для начинающих, так как благодаря ткани не будет дырок и разрывов в полотне. Изделия получаются теплыми и невесомыми. Благодаря легкости ткани, в них не жарко даже в летний день.

Сначала надо подготовить шерсть к работе и смочить шелк. Затем разложить ткань на пузырчатой пленке, на ней шерсть, сформировать рисунок. Можно также к шерсти добавить другие волокна (шелка, бамбука, льна, хлопка и др.). Затем накрыть сеткой и валять как обычно. В конце прополоскать и высушить изделие.

Степень готовности шерсти

Определить степень готовности шерсти новичку в фелтинге довольно сложно. Это следует определять целым рядом признаков.

1. Размер готового изделия должен уменьшиться на 20–30 %.

2. Готовое изделие будет плотным и плоским.

3. Волокна шерсти в готовом изделии должны плотно прилегать друг к другу, а поверхность изделия не должна быть пушистой.

4. У сваленного изделия не должно быть видно отдельных волокон, все полотно должно быть равномерным, без бугорков, пупырышков.

5. Структура готового полотна ровная, переходов от середины к краям быть не должно.

6. В готовом изделии отдельные волокна и пряди оторвать невозможно.

7. В изделии с рисунком прядки извиваются и ровно не лежат.

8. В готовом изделии войлок не смещается и лежит плотно.

9. Готовое изделие красиво блестит.

10. В разрезе готовый войлок выглядит как слоеное тесто.

ИГРУШКИ ИЗ ВАЛЯНОЙ ШЕРСТИ

Ежик

Вам потребуется

Кардочесная шерсть белого, черного, серого цветов, капроновая нить, леска, пастель, запекаемый пластик, клей «Секунда», стеклянные глаза, кисть, губка, мат для валяния, портновские булавки, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, треугольная № 32, обратная игла № 38, швейная толстая игла, ножницы.

Ход работы

Распушить маленький кусочек белой шерсти и скатать его в шар. Треугольной иглой № 32 сформировать шарик. Затем, постепенно добавляя шерсть, сделать овальную деталь, заостренную с одного конца. Длина детали должна быть около 10 см.

Из маленького кусочка шерсти скатать шарик для головы с помощью грубой иглы № 32. Затем удлинить заготовку, добавляя шерсть. В нижней части заготовки шерсть не сваливать. Это следует сделать позже, при соединении головы с туловищем. Для этого шерсть следует распушить и приложить к туловищу.

Голову надо закрепить иголками для валяния № 36. Затем привалить еще шерсть на туловище и голову ежика. Сделать углубления для глаз иголкой № 32. Затем прорезать отверстия для глаз. Швейной толстой иглой с капроновой ниткой пришить глазки, сделав иглой с ниткой петельку. Иголку вывести на затылке ежика. Закрепить нить, сделав узелок, который можно спрятать под кусочком шерсти.

Выполнить передние лапки. Для этого немного белой шерсти распушить, затем привалять грубой иглой № 32 в виде буквы Г, оставляя немного свободной шерсти для приваливания их к туловищу. Удобнее сразу делать две лапки, чтобы их можно было сравнивать время от времени.

Приваливать маленькие кусочки шерсти с помощью иглы № 36 так, чтобы ножки был плотные. Они должны быть одинаковой толщины, длины и плотности. Затем, распушив шерсть, привалять ножки к туловищу.

Для задних ножек взять немного больше белой шерсти, чем для передних. Сформировать ножки. Стопа у задних лапок должна быть немного длиннее, чем у передних. Валять их точно так же, как и передние лапки. Затем хорошо уплотнить иголкой № 36. Задние лапки должны отличаться от передних своей формой. Затем привалить готовые ножки к туловищу иголкой № 32.

На следующем этапе приложить серую шерсть к брюшку и ножкам ежика и привалять ее иголкой № 32. Голова и спинка должны быть белыми. На брюшке в некоторых местах привалять белую шерсть. После чего уплотнить всю фигурку ежика. Для этого надо три иголки под № 36 связать вместе с помощью резинки и уплотнить всю игрушку, не оставляя проплешин.

Выполнить мордочку ежика. Сначала сделать заготовки щек из маленьких серых кусочков шерсти с помощью иголки № 32. Прикрепить готовые щеки к мордочке в трех точках: под глазами, в середине носа и возле шеи. Затем привалить щечки по кругу с помощью иголки № 32.

Выполнить веки. Взять четыре одинаковых кусочка белой шерсти и хорошо распушить их. Начать валять веки двумя иголками № 38. Сначала надо свалять детали с одной стороны, затем с другой. Далее надо работать только одной иголкой № 38. Все четыре века должны быть одинаковыми. Готовые веки прикрепить к мордочке, начиная с внутреннего уголка и нижнего века. Затем прикрепить верхнее веко, поместив его на мордочку вертикально, затем закрепить внешний уголок века иголкой № 36.

Сформировать носик из небольшого кусочка шерсти в виде конуса иголкой № 32. Затем прикрепить его к мордочке иголкой № 36. Открыть глазки с помощью иголки № 38.

Затем сделать ушки из двух заготовок. Их надо сделать точно так же, как и веки. Закрепить ушки на голове иголками № 32, затем кусочками шерсти закрыть места соединения.

Три иголки № 36 связать вместе и уплотнить ими всю игрушку.

Затем привалять черную шерсть к спинке ежика.

Три обратные иголки связать и распушить туловище и лапки игрушки. На ногах и мордочке шерсть должна быть короткой (ее можно просто постричь), на лапках и спинке шерсть сделать длиннее.

Сформировать грубой иглой линию рта. Затем пастель земляных тонов растереть и нанести с помощью кисти на линию рта, нос, глаза и ушки.

Вылепить из пластика нос и запечь его. Уплотнить место для носа и приклеить его.

Затем пришить леску швейной толстой иглой к мордочке в виде усов (рис. 1).

Рисунок 1. Ежик

Лягушка

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, красного, оранжевого, черного цветов, сетка, ленточка, мыльный раствор, клей «Секунда», стеклянные глаза, губка, пленка полиэтиленовая и пупырчатая, ножницы.

Для выделения некоторых деталей мастера применяют пастель. Ею они тонируют игрушки, придавая одним частям глубину, а другие делая более выпуклыми.

Ход работы

Вырезать из полиэтиленовой пленки выкройку лягушки в виде перчатки. Она должна быть на 40 % больше желаемого размера. На выкройку положить шерсть зеленого цвета тонким слоем. Причем шерсть должна выходить за контуры на 3 см, кроме нижнего края. Затем пропитать весь слой шерсти мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Тереть в разных направлениях, пока шерсть не сваляется. Внизу сделать бахрому. Для этого шерсть надо скрутить в виде морковки, опустить один конец в мыльный раствор. Другой конец остается пушистым. Именно им привалять детали к краю игрушки.

Затем наложить следующий слой шерсти перпендикулярно первому. Следующий слой положить точно так же, как и первый. Таким образом выполнить 4–5 слоев. В последнем слое поместить между зеленой шерстью кусочки оранжевой шерсти в виде круглых пятен. Все слои должны быть одинаковой толщины. Накрыть деталь сеткой, полить мыльным раствором и тереть в разных направлениях, пока шерсть не сваляется.

Рисунок 2. Лягушка

Перевернуть деталь на другую сторону. Края полотна загнуть на середину, закрывая выкройку. Оставшуюся серединку покрыть шерстью. Затем сделать еще несколько «морковок» и положить на края игрушки. Наложить несколько слоев зеленой шерсти.

В последнем слое добавить несколько пучков оранжевой шерсти и покрыть сеткой. После чего смочить мыльным раствором.

Затем снять сетку, на морду лягушки положить тонкую прядку красной шерсти в виде рта, тонкими прядками выделить расположение глаз. Положить поверх пупырчатую пленку и тереть.

Затем перевернуть и сделать то же самое с другой стороны.

Внутрь головы поместить любую шерсть и завязать шею ленточкой. Повалять еще чуть-чуть. После чего вымыть и высушить.

Пришить лягушке стеклянные глаза (рис. 2).

Лесовичок

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-коричневого, коричневого, зеленого, черного, серого цветов, мыльный раствор, сетка, пленка полиэтиленовая и пупырчатая, толстая проволока, болты и гайки, ручка, фломастер или любой другой предмет в форме цилиндра, нитки, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, треугольные № 32, обратные иглы № 38, губка, швейная игла, ножницы.

Ход работы

Шерсть светло-коричневого цвета скатать в шарик и свалять сухим способом сначала грубыми иголками № 32, затем уплотнить звездчатыми иголками № 34 и 36. Голова готова.

Рисунок 3. Лесовичок

Для туловища скатать шерсть в конус и свалять сухим способом сначала с помощью грубых иголок, затем с помощью звездчатых, хорошо уплотнить. Небольшие кусочки проволоки согнуть в виде буквы Г. Это каркасы ног. Примотать шерстью к ступням гайки с болтами (для устойчивости игрушки). Затем обмотать ноги коричневой и зеленой шерстью и свалять ее сухим способом с помощью иголок № 34 и 36.

Для руки надо вокруг кусочка проволоки намотать шерсть и свалять ее сначала сухим способом с помощью грубой иглы № 32. После чего уплотнить ручку мокрым способом. Для этого смочить детали мыльным раствором, накрыть пупырчатой пленкой и хорошо потереть. Затем снять пленку и вымыть в воде. Высушить. Вторую руку сделать точно так же. Пришить к туловищу голову и ноги.

Из серой и черной шерсти свалять одежду в виде конуса сухим способом. Для этого из губки вырезать конус. Его размер должен быть в 2 раза больше требуемого. Конус обернуть несколькими слоями расчесанной шерсти. В верхней части поместить серую шерсть, а в нижней – черную. Свалять ее сухим способом. Сначала грубыми иголками № 32, затем звездчатыми иголками уплотнить.

Точно так же выполнить рукава одежды из зеленой и коричневой шерсти, намотав ее на любой цилиндрик подходящего размера. Это может быть фломастер, ручка, палочка и т. д. Свалять рукава сухим способом. Затем одежду надеть на куклу. В нижней части выполнить вертикальный шов, сделав штаны. Надеть рукава и пришить их к одежде.

Привалять пучок шерсти к голове в виде волос с помощью обратной иглы № 38. Затем этой же иглой выделить на лице лесовика глаза, рот и нос (рис. 3).

Синичка

Вам потребуется

Кардочесная шерсть коричневого, зеленого, черного, белого, серого, желтого, темно-желтого цветов, нитки, швейная игла, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, треугольная № 32, обратная игла № 38, губка, ножницы.

Ход работы

Из желтой шерсти сделать небольшой овальный комочек. Свалять его иголками, постепенно добавляя шерсть и делая сразу туловище и головку синички. Для этого надо постепенно добавлять клочки шерсти, увеличивая грудку птицы.

На место будущей головки привалять черную шерсть. Спинку сделать зеленой. Сначала валять грубой иглой № 32. Затем уплотнить игрушку звездчатыми иглами. Сделать щечки. Для этого надо немного белой шерсти привалять звездчатыми иголками к голове синички. Затем вновь обратной иглой № 38 уплотнить тельце птицы.

Сделать клюв из темно-желтой шерсти. Для этого скатать небольшой конус из шерсти и свалять его сначала грубой иглой, затем более тонкими звездчатыми иглами. С одной стороны шерсть не приваливать. Затем этой стороной привалять клюв к голове птицы.

Сделать крылья из небольшого комочка серой шерсти. Для этого надо кусок шерсти расправить и свалять с одной стороны на губке. Затем привалять полосками белую, зеленую и черную шерсть. Готовые крылья привалять к туловищу птицы (рис. 4).

Рисунок 4. Синичка

Зайка-девочка

Вам потребуется

Кардочесная шерсть розового, красного, желтого цветов, атласная лента, толстая проволока, нитки, стеклянные глаза, клей «Секунда», иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, треугольная игла № 32, обратная игла № 38, губка, швейная игла, ножницы.

Ход работы

В первую очередь надо сделать каркас туловища. Для этого кусок проволоки согнуть пополам, придавая ему нужную форму. Затем обмотать каркас туловища желтой шерстью. После чего валять с помощью игл, поместив деталь на губку. Сначала надо свалять деталь грубой иглой № 32, затем уплотнить звездчатыми иглами № 34 и 36.

Для ручек небольшие кусочки проволоки обмотать желтой и розовой шерстью (розовую шерсть примотать на кончики как лапки) и свалять сначала грубыми иголками, затем звездчатыми. Ноги сделать точно так же, как и ручки, только большего размера. Для головы из розовой шерсти скатать шар и свалять его грубой иголкой № 32, затем уплотнить звездчатыми иголками № 34 и 36. Свалять ушки из овальных кусочков розовой шерсти в таком же порядке, что и другие детали.

При валянии головы можно руководствоваться теми же принципами, что и при лепке из глины. Все части выполнить отдельно, затем привалять их к голове.

После этого сшить все детали вместе. Обратной иглой № 38 выделить на мордочке зайки глаза и рот. Из кусочка красной шерсти свалять круглый носик. Сначала надо скатать небольшой шарик, после чего свалять его с одной стороны обратной и звездчатыми иглами. Одну сторону шарика не сваливать. Этой стороной готовый нос привалять к мордочке игрушки. Пришить стеклянные глазки. Завязать на ушки ленточки (рис. 5).

Рисунок 5. Зайка-девочка

Гномик

Вам потребуется

Кардочесная шерсть коричневого, белого, бежевого цветов, капроновая нить, стеклянные глаза, клей «Секунда», губка, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, треугольная № 32, обратная игла № 38, ножницы.

Рисунок 6. Гномик

Ход работы

Коричневую шерсть распушить и скатать в конус. Затем свалять ее грубой иглой № 32. Хорошо уплотнить звездчатыми иглами № 34 и 36. После чего сделать лицо и кисти рук. Для этого кусочек бежевой шерсти привалять к конусу в нужных местах обратной иголкой № 38. Вновь уплотнить всю фигурку звездчатой иголкой № 36.

Привалять к лицу волосы и бороду обратной иголкой № 38. Начинать приваливать следует с лица. Кончики бороды и волос можно не приваливать. В последнюю очередь выделить черты лица обратной иголкой № 38. Выделить этой же иголкой линии рук (рис. 6).

Полосатый жук

Вам потребуется

Кардочесная шерсть коричневого, светло-коричневого, темно-коричневого, бежевого, черного цветов, капроновая нить, пластик запекаемый, пастель коричневых тонов, кисть, клей «Секунда», проволока, нитки мулине коричневого цвета, пупырчатая пленка, сетка, мыльный раствор, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, треугольная № 32, обратная игла № 38, губка, пуходерка, ножницы.

Ход работы

Шерсть расчесать пуходеркой. Сначала скатать из коричневой шерсти шарик и свалять его толстой грубой иглой № 32. Далее работать звездчатыми иголками № 34 и 36.

Выполнить остальные детали: щечки в виде двух рыхлых шариков, нос в виде плотного овала, губы в виде двух плотных валиков. Губы и нос должны получиться гладкими и плотными. Но при этом надо оставить небольшие хвостики для приваливания деталей к голове. Готовые детали сначала примерить к голове и только потом привалять. Причем нос сначала надо пришить к голове обычными нитками снизу. Затем привалять переносицу, углубляя и подчеркивая глазницы. После этого нарастить затылок светло-коричневой шерстью. Из темно-коричневой шерсти выполнить шапочку в виде плоского блинчика. Привалять его к верхней части головы.

Затем выполнить рисунок на голове кусочками черной шерсти. Для этого из черной шерсти сформировать маленькое пятнышко нужной формы и привалять его к голове.

При этом иголку не надо слишком глубоко погружать в войлок. Граница пятнышек должна быть ровной и четкой. Далее надо уплотнить голову обратной иголкой № 38, одновременно делая бороздки на голове, височные впадины, надбровные дуги.

Затонировать голову пастелью коричневых тонов с помощью кисточки. Все углубления покрасить темными оттенками, выступающие части – светлыми оттенками. Вылепить из пластика глазки и запечь их. Затем приклеить к голове клеем «Секунда».

Для туловища из светло-коричневой шерсти сделать основу. Затем сформировать блинчики из коричневой и темно-коричневой шерсти и привалять их соответственно к брюшку и спинке. После чего надо уплотнить туловище звездчатыми иголками № 34 и 36. Обратной иглой оформить пупок и линию живота. Затонировать пупок и живот сухой пастелью.

Сделать щиток из светло-коричневой шерсти на спинку в виде тонкого блинчика. Привалять к ней комочки черной шерсти. Затем выполнить надкрылья из шерсти бежевого цвета.

Эти детали должны быть одинакового размера, поэтому для них надо сразу взять два равных кусочка шерсти.

Привалять к ним полоски из черной шерсти, стараясь, чтобы граница была четкой. Затем данные детали довалять мокрым способом. Для этого поместить их на пупырчатую пленку, смочить мыльным раствором и накрыть сеткой. Валять их, придавая деталям вогнутую форму. Вымыть и высушить.

Пришить все детали к туловищу. Затем соединить туловище с головой. При этом надо прошивать, протыкая иголкой все туловище.

Лапки жучка сделать из проволоки. Сначала придать кусочкам проволоки нужную форму. Затем обмотать их нитками мулине. Из черной шерсти свалять ступни и пришить их к лапкам. Прикрепить лапки к жуку (рис. 7).

Рисунок 7. Полосатый жук

Мышка-норушка

Вам потребуется

Кардочесная шерсть серого, белого, розового цветов, стеклянные глаза, капроновая нить, леска, проволока, клей «Секунда», иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, треугольная № 32, обратная игла № 38, швейные иглы, губка, ножницы.

Ход работы

Для туловища серую шерсть расчесать и сложить в овал. Затем грубой иголкой № 32 свалять. Нижнюю часть туловища сделать более толстой, чем верхнюю. Для этого к ней надо еще привалять шерсть так, чтобы она стала округлой. Из белой шерсти сделать небольшой треугольный блин звездчатыми иголками двух размеров и привалять его к грудке. Обратной иголкой № 38 выделить линию живота и пупок. Уплотнить туловище звездчатыми иголками.

Скатать комок шерсти в овал и свалять его грубой иглой. Затем сделать нос из небольшого комочка розовой шерсти. Он должен получиться плотным и гладким. Привалять его к голове. Из розовой шерсти сделать щечки в виде двух блинчиков. Привалять их к мордочке. Ушки также сделать из двух одинаковых комочков розовой шерсти. Свалять два овальных блинчика. Они должны быть одинаковые, очень плотные. Одну сторону каждого ушка оставить пушистой. Привалять ушки к голове. Затем уплотнить всю голову тонкими звездчатыми иголками. Обратной иголкой выделить глазницы, линию щек.

Намотать на куски проволоки серую шерсть. Свалять ее. Затем привалять еще кусочки шерсти, формируя лапки. Уплотнить их тонкими звездчатыми иголками. Выделить коготки обратной иглой № 38. Хвост сделать из тонкого кусочка серой шерсти. Уплотнить звездчатыми иголками. Затем привалять белую шерсть на кончик хвоста.

Привалять все детали к туловищу. Пришить кусочки лески к носу в виде усов. Пришить в обозначенные места стеклянные глаза (рис. 8).

Рисунок 8. Мышка-норушка

Пантера

Вам потребуется

Кардочесная шерсть черного цвета, стеклянные глаза, капроновая нить, леска, проволока, клей «Секунда», иглы для валяния «звездочка» № 36, 34, треугольная № 32, обратная игла 38, швейные иглы, губка, ножницы.

Ход работы

Кусок расчесанной шерсти сложить несколько раз так, чтобы получился овал. После этого грубой толстой иглой начать валять. Пока заготовка еще пушистая, к ней можно прибавить еще шерсти, создавая фигуру пантеры. В процессе валяния иголки следует менять, беря более тонкие. Иголку надо менять, когда она станет с трудом втыкаться в войлок. Само туловище должно быть плотным и гладким. Торчащие ворсинки срезать ножницами.

От проволоки отрезать куски необходимой длины для лап и хвоста. Обвить их шерстью и свалять грубой, затем звездчатыми иголками. По мере необходимости добавлять к лапам еще шерсти, особенно в верхних частях. Места соединения оставить пушистыми. Уже свалянные лапы следует пройти обратной иголкой, придавая им нужную плотность и выделяя когти и мышцы. Привалять готовые лапы к туловищу. Хвост сделать точно так же, как и лапы.

Из небольшого кусочка шерсти сделать голову. Сначала шерсть надо свернуть в приплюснутый шар. Затем свалять его. Маленький комочек шерсти свернуть в шарик и свалять его в нос, оставляя место соединения пушистым. Затем кусок шерсти разделить на 2 одинаковые части и сделать из них щеки. Из маленьких блинчиков сделать ушки. После первого этапа валяния ушек края деталей надо подогнуть, чтобы они были ровными. Готовые детали привалять к голове, предварительно пришить их в нескольких местах обычной иглой. Затем уплотнить ее с помощью обратной иголки и выделить линию щек, рот и глазные впадины. Добавить еще шерсть на затылочную часть и еще раз пройтись иголкой по голове. Привалять голову к туловищу. Приклеить на обозначенные места стеклянные глаза (рис. 9).

Рисунок 9. Пантера

Ослик

Вам потребуется

Кардочесная шерсть серого, белого, черного цветов, стеклянные глаза, капроновая нить, леска, проволока, клей «Секунда», иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, треугольная № 32, обратная игла № 38, швейные иглы, губка, ножницы.

Ход работы

Серую шерсть сложить в овал и свалять грубой иглой туловище животного. Затем прибавить кусочки шерсти к животику, крупу ослика. Уплотнить всю деталь звездчатыми иголками. Обратной иглой выделить линии мышц, живота, шею. Из небольшого кусочка шерсти сформировать шар. Свалять из него голову грубой и звездчатыми иглами. Затем сделать из белой шерсти небольшую лепешку и прикрепить ее на нос ослика. Привалять клочок белой шерсти в виде полосы на лбу игрушки. Затем из серых овальных лепешек свалять ушки. Присоединить их к голове, сначала прошив швейной иголкой, затем приваляв, убирая линию границы. При этом можно добавить еще немного шерсти. Готовую голову привалять к туловищу.

Для того чтобы лучше представить, как валять черты лица, полезно вылепить головку игрушки из пластилина. Это поможет увидеть конечный результат, который должен получиться после валяния.

Одинаковые кусочки проволоки обмотать серой шерстью. Это заготовки для ног ослика. Свалять их грубой и звездчатыми иголками. Выполнить копытца. Для этого к концам заготовок привалять немного черной шерсти. Затем обратной иглой выделить копытца и мышцы на ногах. Ноги пришить к туловищу, затем привалять место соединения данных деталей. Из небольшого кусочка серой шерсти свалять хвост. Для этого шерсть надо скрутить в жгутик и только потом обработать иголками. К одному концу привалять кусочек белой шерсти и сделать пушистую кисточку. Всю остальную часть детали уплотнить обратной иглой. Привалять хвост к туловищу. Приклеить клеем «Секунда» стеклянные глаза (рис 10.).

Рисунок 10. Ослик

Божья коровка

Вам потребуется

Шерсть красного, белого, черного цветов в виде гребенной ленты, самозатвердевающий пластик, черный бисер, акриловые краски, кисточка, клей «Секунда», иглы для валяния крученые № 34 и 36, 38, 40, мат для валяния, иголка с ниткой, ножницы.

Ход работы

Кусок ленты красного цвета оторвать, скрутить в плотную колбаску и валять, стараясь его уплотнить. При этом иголку надо втыкать перпендикулярно поверхности. Затем обернуть спутанной шерстью заготовку и продолжить валяние.

Из небольшой ленточки черной шерсти сделать голову в форме полуовала. Свалять ее иголками, оставив с одной стороны распушенной. Этой стороной привалять к туловищу.

Сделать из черной шерсти овальный блин. Это брюшко божьей коровки. Привалять его к коровке. Сделать треугольник на голову коровки и привалять его. После чего из равных кусочков белой шерсти свалять два пятнышка и присоединить их иголками к голове насекомого.

Затем сформировать ямку между крыльями. Для этого надо еще привалять красной шерсти по бокам туловища. Уплотнить игрушку. Между надкрыльями привалять полоску черной шерсти. Сформировать черные точки (их должно быть не меньше 2 на каждом надкрылье) в виде шариков и прикрепить иголками к спинке. Вновь хорошо все уплотнить и отшлифовать иголками № 38 и 40.

Из самозатвердевающего пластика сделать два шарика и приклеить их к голове вместо глаз. Раскрасить акриловыми красками. Нанизать на иголку с ниткой черный бисер и прикрепить цепочку к брюшку коровки в виде лапки. Выполнить еще 5 таких же лапок и пришить их к туловищу (рис. 11).

Рисунок 11. Божья коровка

Панда

Вам потребуется

Кардочесная шерсть белого, черного цветов, самозатвердевающий пластик, проволока, акриловые краски, кисточка, клей «Секунда», иглы для валяния крученые № 34 и 36, 38, 40, мат для валяния, ножницы.

Ход работы

Комочек белой шерсти распушить и сформировать в шар. Свалять из него голову панды, используя иголки разных размеров, начиная с самой толстой. Из маленького комочка белой шерсти сформировать нос с помощью иголок и привалять его к голове. Затем свалять два одинаковых круглых блинчика из черной шерсти и привалять к голове в виде глазниц. Из черной шерсти также сделать округлые ушки. Для этого кусок шерсти разделить на 2 равные части и свалять круглые блинчики. Края деталей подвернуть и хорошо уплотнить ушки тонкими иголками. Место соединения оставить пушистым. Привалять ушки к голове.

Из пушистого шарообразного комка белой шерсти сделать туловище с помощью иголок. При валянии добавить еще шерсти в нижнюю часть детали. Затем тонкой иглой уплотнить туловище, одновременно выделив линию животика медвежонка.

На кусочки проволоки примотать черную пушистую шерсть. Свалять ее иголками. Затем добавить еще черной шерсти, формируя лапки. Задние лапки должны быть немного больше и толще передних. Тонкой иглой выделить когти на лапах. Не следует забывать оставить место соединения пушистым. Готовые лапки и голову привалять к туловищу. Из комочка черной шерсти сформировать шарик. Из него сделать с помощью иголок округлый хвостик и привалять его к туловищу.

Вылепить из пластика носик и глаза и приклеить их к голове. Покрасить акриловыми красками (рис. 12).

Рисунок 12. Панда

Рыжик

Вам потребуется

Кардочесная шерсть оранжевого цвета, круглые крупные бусины, сухая пастель, леска, кисточка, клей «Секунда», иглы для валяния грубые № 36, 38, иголка с обратным зубцом № 40, мат для валяния, швейная иголка, ножницы.

Ход работы

Вся игрушка выполнена из шерсти одного цвета – оранжевого. Комочек шерсти распушить и сформировать в приплюснутый шар. Свалять из него голову кота, используя грубые иголки сначала № 36, затем № 38. При этом иголку надо втыкать как можно глубже, чтобы внутри игрушка получилась плотной, а снаружи пушистой.

Из маленьких комочков шерсти сформировать нос, щечки, затылок, лобную часть, и присоединить их к голове, используя иголку № 38. Затем свалять 2 одинаковых треугольника и привалять к голове в виде ушек. Тонкой иголкой выделить рот и линии щек, глазные впадины.

Из комка пушистой шерсти сделать туловище в виде шара. Свалять его грубыми иголками точно так же, как и голову. Затем присоединить голову к туловищу, заполняя пространство между деталями шерстью. Приклеить бусины в глазные впадины. Клей удобнее капнуть на шерсть, чем на бусины.

4 одинаковых комочка шерсти скатать по спирали и свалять из них лапки. В месте соединения шерсть должна оставаться пушистой. Привалять лапки к туловищу иголкой № 38. Затем выделить тонкой иголкой все нужные изгибы и хорошо уплотнить всю фигурку.

Из маленького комочка шерсти сформировать хвостик. Для этого надо шерсть свернуть по спирали и свалять иголками. Привалять к игрушке.

Сухой пастелью нарисовать на туловище котика полоски и затонировать мордочку, особенно носик.

Пришить на щечки кота леску в виде усов. Для этого иголку следует протягивать сквозь обе щечки и закреплять сразу два усика с двух сторон. Затем распушить котика с помощью иголки с обратным зубцом. Этот зубчик не сваливает шерсть, а напротив, выдергивает отдельные волоски, что придаст игрушке пушистость (рис. 13).

Рисунок 13. Рыжик

Белая крыса

Вам потребуется

Кардочесная шерсть белого, темно-розового, светло-розового цветов, крупные черные бусины, акриловые краски, клей «Секунда», кисточка, иглы для валяния крученые № 34, 36, 38, 40, мат для валяния, ножницы.

Ход работы

Комок белой шерсти распушить и сформировать в овал. Свалять из него сразу туловище и голову крысы, используя иголки разных размеров, начиная с самой толстой. При этом следует сразу же иголками выделить линию шеи. Из маленького комочка белой шерсти сформировать конус. Это нос. Уплотнить его с помощью иголок, оставляя место соединения пушистым, и привалять к голове. Кончик носа выполнить из шарика темно-розовой шерсти и привалять его к кончику мордочки.

Тонкой иголкой выделить линию рта и глазницы. Затем свалять два одинаковых овальных блинчика из белой шерсти. Это ушки. Для того чтобы края получились ровными, их во время процесса надо подогнуть. Хорошо уплотнить ушки тонкой иголкой. Место соединения оставить пушистым. Привалять ушки к голове.

Туловище внизу разрезать на 2 равные части. Это верхние части лапок. Разрезанные края обработать тонкой иглой, сделав их округлыми. Из небольших кусочков белой шерсти, скрученных спиралью, сформировать нижнюю часть лапок и обработать их иголками. Они должны быть плотными. Привалять их к игрушке.

Рисунок 14. Белая крыса

Затем выделить коготки тонкой иголкой № 40. Скрутить комочек белой шерсти и свалять его

в плотную лапку. Не забыть выделить на ней коготки. Вторую переднюю лапку выполнить точно так же. Места соединений оставить пушистыми. Привалять лапки к туловищу. Скрутить маленький комочек светло-розовой шерсти и сформировать его с помощью иголок в длинный тонкий хвостик. Присоединить его к туловищу, глубоко втыкая иголку в шерсть.

Приклеить в обозначенные места бусины вместо глаз. Акриловыми красками затонировать рот и нос крысы (рис. 14).

Киска-модница

Вам потребуется

Кардочесная шерсть белого, розового, желтого, черного цветов, крупные черные бусины, розовая капроновая лента шириной 7 см, атласная розовая лента шириной 5 см, клей «Секунда», иглы для валяния крученые № 34, 36, 38, 40, мат для валяния, ножницы.

Ход работы

Комок белой шерсти распушить и сформировать в шарик. Свалять из него голову кошки на мате с помощью иголок разных размеров. Голова должна получиться плотной и упругой. Место соединения с туловищем должно оставаться рыхлым. Для ушек взять 2 одинаковых комочка шерсти и сложить их треугольниками. Свалять плотные ушки с помощью тонкой иголки. Место соединения оставить пушистым. Привалять ушки к голове. При этом не должно быть видно границ и резких граней, которые бы выделялись на игрушке. Если же граница слишком заметна, то это место можно закрыть дополнительной прядкой шерсти.

Интересно, что самая дорогая игрушка за всю историю – это кукла Hello Kity, которую сделали японские ювелиры в 2009 г. в честь ее юбилея. Кукла стоила 167 000 $ и была инкрустирована драгоценными камнями.

От пряжи оторвать кусок и сложить его пополам. Затем скатать в рулончик. Поместить на мат и провалять иголками. После чего сформировать нижнюю лапку.

На ступне должно быть утолщение. Затем сделать вторую лапку точно так же, как и первую. Они должны быть одинаковыми. Не сваливать место соединения с туловищем. Передние лапки сделать практически так же, за небольшим исключением: ладошки должны быть плоскими. Кроме того, свалять небольшой овальный комочек белой пряжи в виде большого пальчика и присоединить его к лапкам. На ладошках выделить остальные пальчики.

Сделать туловище из овального куска белой шерсти. Оно должно быть плотным и упругим.

Соединить с помощью иголок все детали в одну куклу. Если какие-то детали оказались больше чем нужно, то их надо сильнее провалять иглой, в противном случае надо еще добавить шерсти и привалять ее в нужные места. Пустоты заполнить шерстью. Пройтись по всей игрушке иголкой, делая ее однородной. Затем выполнить шорты. Для этого привалять розовую пряжу к игрушке в нужных местах. Обувь сделать точно так же.

Рисунок 15. Киска-модница

Из атласной ленты вырезать 2 полоски. Края обработать зажигалкой. Затем приметать к деталям кусок капроновой ленты, одновременно присборивая ее. Затем пришить бретельки из атласной ленты. Надеть платье и пришить полочки к кошке. Для шляпки из розовой шерсти свалять круглый блин и обшить его капроновой лентой.

На голове выполнить усы из черной шерсти. Для этого тонкую прядку надо привалять к нужному месту. Носик сделать из шарика желтой пряжи и также присоединить к голове иголками.

Приклеить бусинки вместо глаз. Свалять бусинки из розовой и белой пряжи и прошить их иголкой с ниткой в виде бус. Затем готовые бусы надеть на игрушку (рис. 15).

Мишутка

Вам потребуется

Кардочесная шерсть белого, коричневого, светло-коричневого, темно-коричневого, черного цветов, крупные черные бусины, клей «Секунда», иглы для валяния № 34, 36, 38, 40, мат для валяния, ножницы.

Ход работы

Комочек коричневой шерсти распушить и сформировать в приплюснутый шар. Свалять из него голову мишки, используя грубые иголки сначала № 36, затем № 38. Из маленьких комочков светло-коричневой шерсти сформировать затылок и лобную часть и привалять их к голове, используя иголку № 38. Затем свалять два равных овальных блинчика из темно-коричневой шерсти и прикрепить иголками к голове в виде ушек. Из белой шерсти сформировать круглый блинчик. На него привалять тонкую прядку черной шерсти в виде рта. Иголками прикрепить готовый нос к мордочке медвежонка. Тонкой иголкой подчеркнуть щечки, глазные впадины, рот и нос.

Из куска коричневой шерсти сформировать туловище в виде шара. Свалять его грубыми иголками точно так же, как и голову. При этом в процессе работы привалять еще прядки темно-коричневой шерсти.

Из светло-коричневой шерсти сделать округлый блинчик и привалять его к животику. Выделить пупок тонкой иголкой. Затем присоединить голову к туловищу, заполняя пространство между деталями шерстью. Приклеить бусины в глазные впадины. 4 комочка коричневой шерсти скатать по спирали и свалять из них лапки. В месте соединения шерсть должна оставаться пушистой. Привалять лапки к туловищу иголкой № 38. Затем сделать из темно-коричневой шерсти округлые блинчики и привалять их к ступням и внутренней стороне ладошек. Выделить тонкой иголкой все нужные изгибы и хорошо уплотнить всю фигурку.

Из кусочка светло-коричневой шерсти сформировать хвостик. Для этого надо шерсть свернуть в шарик и свалять иголками. Привалять к игрушке (рис. 16).

Рисунок 16. Мишутка

Домовенок

Вам потребуется

Кардочесная шерсть черного, коричневого, оранжевого, белого, малинового цветов, крупные зеленые бусины, клей «Секунда», иглы для валяния крученые № 34 и 36, 38, 40, мат для валяния, ножницы.

Ход работы

Комок черной шерсти распушить и сформировать овал. Свалять из него туловище и голову домовенка иголками разных размеров, начиная с самой толстой. Надо сразу же тонкой иголкой выделить линию шеи. Из комочка оранжевой шерсти свалять круглый блин. Это лицо домовенка. Привалять его к голове. Затем из маленького комочка коричневой шерсти сформировать шарик. Это нос. Свалять его иголками, оставляя место соединения пушистым, и прикрепить к голове. Тонкой иголкой выделить линию рта и глазницы. Привалять тонкую прядку малиновой пряжи к месту расположения рта.

Затем привалять две прядки белой шерсти в виде усов. Из оранжевой шерсти сделать ушки в виде треугольников. Для того чтобы края получились ровными, их надо во время валяния подогнуть. Хорошо уплотнить ушки тонкой иголкой. Место соединения оставить пушистым. Привалять ушки к голове. После чего привалять белые прядки в виде волос.

Туловище внизу разрезать на две равные части. Это ноги. Разрезанные края обработать тонкой иглой, сделав их округлыми. Из небольших кусочков коричневой шерсти сформировать ступни и свалять их иголками.

Одинаковые прядки черной шерсти скрутить в спираль, предварительно сложив их пополам, и свалять из них ручки. Ладошки сделать плоскими и привалять к ним оранжевую шерсть. Тонкой иглой обозначить пальчики. Прикрепить иголками готовые ручки к игрушке. Приклеить бусины вместо глаз (рис. 18).

Рисунок 18. Домовенок

Летучая мышь

Вам потребуется

Кардочесная шерсть темно-серого, светло-серого, синего цветов, проволока, черная бусина, сетка, пупырчатая пленка, мыльный раствор, нитки, поролон, звездчатая игла для валяния № 36, швейные иголки, полотенце, толстая спица.

Ход работы

Темно-серую шерсть распушить поперек волокон и разделить на две неравные части. Меньшую часть свернуть в шарик и свалять его иглой. Это голова. Большую часть свернуть в трубочку. Голову при этом надо завернуть в один конец трубочки. Вновь провалять все иголкой. Положить заготовку на пупырчатую пленку и смочить мыльным раствором и хорошо тереть. При этом не должно получаться складок. Время от времени заготовку можно еще смачивать мыльным раствором. Она должна быть очень плотной.

Перед началом валяния игрушки следует тщательно продумать персонаж. Можно нарисовать несколько эскизов в разных ракурсах, дополняя рисунок разными аксессуарами.

После этого проткнуть спицей один бок и вставить в отверстие кусок проволоки. Точно так же вставить проволоку с другой стороны. Внизу тоже с двух сторон сделать отверстия и вставить кусочки проволоки. Они должны быть короче, чем первая пара. Затем сделать заготовки для крыльев, согнув верхнюю пару кусков проволоки. Добавить к ним еще по куску согнутой пополам проволоки. Теперь надо обмотать каркас крыльев прядками темно-серой шерсти, начиная с плеч.

При этом шерсть можно немного смочить водой. Каждый палец следует хорошо прокрутить, чтобы шерсть не сползла в процессе работы. Места соединения свалять иголкой. Затем иголкой закрепить место соединения плеча и туловища. Ноги, т. е. короткие кусочки проволоки, сделать точно так же.

Рисунок 19. Летучая мышь

Каркас готов. Теперь надо сделать крылья. Для этого распушить светло-серую шерсть и разложить ее на мате в виде овала (он должен быть немного больше каркаса крыльев). Поверх слоя шерсти поместить каркас крыла. Края овала загнуть к центру крыла. Побрызгать мыльным раствором, накрыть сеткой и очень осторожно начать валять. Тереть следует без надавливания, чтобы не было дырок. Крыло должно быть достаточно плотным. Второе крыло выполнить точно так же.

Свалять из светло-серой шерсти маленькие круглые ушки. Для этого шерсть распушить и положить в виде круга. Намочить мыльным раствором, накрыть сеткой и потереть. Затем снять сетку, загнуть края в середину (если требуется, то еще добавить шерсти) и вновь прикрыть сеткой. Хорошо потереть. Второе ушко выполнить точно так же. Привалять с помощью иголки готовые ушки к голове. Выполнить из маленьких шариков синей шерсти глаза с помощью иголки и привалять их к голове. Пришить черную бусину вместо носика. Иголкой выделить рот. Готовую игрушку прополоскать и высушить (рис. 19).

Снеговик

Вам потребуется

Кардочесная шерсть белого, коричневого, оранжевого цветов, несколько веточек, цветная бумага, мыльный раствор, сетка, пупырчатая пленка, клей ПВА, грубые иглы для валяния № 36 и 38, швейные иголки, нитки, поролон, ножницы.

Ход работы

Из белой шерсти сформировать 3 шарика разного размера для туловища снеговика и его головы. Привалять их грубой иглой № 36. Смочить заготовки мыльным раствором, положить на пупырчатую пленку и катать как пластилин. После чего отжать и придать им форму шара. Высушить.

Рисунок 20. Снеговик

В это время можно сделать руки, ноги и нос. Для рук сформировать небольшие шарики, протыкать иголкой, смочить их мыльным раствором, накрыть пупырчатой пленкой и катать, пока детали не сваляются.

Из белой шерсти сформировать овалы. Они должны быть немного больше, чем руки, и валять их точно так же, как и руки. Для носа из оранжевой шерсти сделать конус и свалять сначала сухим способом иголкой, затем мокрым. Промыть все детали и высушить.

Тонкой иголкой сформировать на подсохшей голове линию рта и глазные впадины. Затем привалять тонкую прядь коричневой шерсти – рот, маленькие шарики из шерсти того же цвета – глаза.

Затем привалять готовый нос. После этого сшить все детали вместе. Из цветной бумаги вырезать прямоугольную полоску и склеить цилиндр. Надеть его на голову снеговика. Из веточек собрать метлу и пришить ее к руке игрушки (рис. 20).

Крот-счетовод

Вам потребуется

Кардочесная шерсть черного, малинового, серого, коричневого цветов, проволока, маленькие счеты или картон, затвердевающий пластик, стеклянные глаза, клей «Секунда», грубые иглы для валяния № 36 и 38, мат для валяния, ножницы.

Рисунок 21. Крот-счетовод

Ход работы

Комок черной шерсти распушить и сделать овал. Свалять из него туловище и голову иголками разных размеров, начиная с самой толстой. По мере валяния, отделить голову от туловища. Добавить шерсть к нижней части туловища и на живот в процессе валяния. Из кусочка черной шерсти сформировать конус (нос) и привалять его к голове.

Из малиновой шерсти свалять небольшой шарик и привалять к кончику носа. Тонкой иглой выделить линию рта и глазницы. Из серой шерсти сделать тонкий овальный блин, протыкать грубой иглой. Затем привалять его к животу. Из черной шерсти сформировать для лапок 2 плотных овала и свалять их иголками разной толщины. Придать заготовкам плоскую форму. Обернуть края обеих заготовок коричневой шерстью и привалять их тонкой иглой. Затем уплотнить их, одновременно выделяя пальцы. Место присоединения лапок к туловищу оставить пушистым. Привалять готовые лапки к туловищу. Затем вновь пройтись иголкой № 38 по всей фигурке. Тонкую прядку коричневой шерсти скрутить спиралью и свалять в плотный хвост. Прикрепить иголками к туловищу. Приклеить стеклянные глаза. Из кусочка проволоки сделать очки и прикрепить к голове. Прикрепить к лапке счеты. Их можно сделать самим.

Для этого из картона вырезать полоски нужного размера. Склеить их между собой в виде остова счет. Из проволоки нарезать кусочки. Слепить из пластика косточки и нанизать их на кусочки проволоки. Запечь. Затем прикрепить проволоку с косточками к остову счет. Готовые счеты вложить в передние лапки (рис. 21).

Слоник

Вам потребуется

Кардочесная шерсть черного, розового, сиреневого цветов, проволока, грубые иглы для валяния № 36 и 38, мат для валяния, ножницы.

Ход работы

Комок розовой шерсти распушить и сформировать плотный овал. Свалять его в туловище и голову сначала иголкой № 36, затем № 38. По мере валяния, отделить голову от туловища. Добавить шерсть к бокам, животу, спине и проткнуть ее иголками. Сформировать круглый блинчик из сиреневой шерсти и уплотнить его иголками. Привалять его ко лбу. Сделать шарики из сиреневой шерсти и привалять их в виде щек. Тонкой иголкой выделить глазницы, шею, линии щек и лба. Кусочек черной шерсти разделить на две равные части и сформировать шарики, проткнуть их иголками и привалять детали в намеченные места – глазницы.

Рисунок 22. Слоник

Сиреневую шерсть распушить и разложить овальной лепешкой. Уплотнить иголками. Затем подвернуть к середине края, придавая им форму уха. Вновь пройтись иголками. Ухо должно быть довольно плотным. Второе ухо сделать точно так же. Кусочек проволоки обернуть сиреневой шерстью и уплотнить иголками. С одной стороны добавить еще немного розовой шерсти. Это основание хобота. Место соединения оставить пушистым. Хорошо уплотнить деталь тонкой иголкой, сразу же придавая ей нужную форму.

Ноги сделать точно так же, как и хобот, приваляв сиреневую шерсть, обернутую вокруг проволоки. Они должны быть одинакового размера. Все детали прикрепить иголками к туловищу. Затем еще раз уплотнить фигурку. Отрезать ножницами торчащие ворсинки (рис. 22).

Серенький любимец

Вам потребуется

Кардочесная шерсть белого, розового, серого цветов, грубые иглы для валяния № 36 и 38, стеклянные глаза или бусины, клей «Секунда», мат для валяния.

Ход работы

Белую шерсть распушить и разделить на три неравные части: одна маленькая и две побольше. Свалять не очень плотно три шарика с помощью иголок. Одинаковые шарики нужны для туловища, а маленький – для головы. Соединить иголками два одинаковых шарика. Затем привалять голову. Она должна располагаться выше, чем первые два шарика.

Для лапок нужны четыре равных комка белой шерсти. Из двух сформировать иголками шарики, а из оставшихся двух – цилиндры. Затем соединить между собой цилиндр и шарик. Одна лапка готова. Вторую лапку выполнить точно так же.

Рисунок 23. Серенький любимец

Передние лапки можно сделать немного меньше задних по той же технологии. Привалять лапки к туловищу, затем тонкой иголкой выделить коготки на всех лапках, а самим лапкам придать нужную форму. Комок белой шерсти скрутить спиралью и уплотнить иголками. Готовый хвост привалять к туловищу.

Оформить мордочку. Для этого из белой шерсти свалять небольшие шарики для щечек и носика. Ушки сделать треугольными, они должны быть одинаковыми. Уплотнить всю фигурку игрушки. Теперь шерсть надо окрасить. Для этого серую шерсть привалять к затылку, спинке, хвостику и лапкам игрушки. Кончик носа сделать розовым. Для этого к нему надо привалять маленький кусочек шерсти. Уплотнить всю фигурку еще раз тонкой иглой. После чего приклеить глазки (рис. 23).

Овечка

Вам потребуется

Кардочесная шерсть белого, бежевого цветов, проволока, нитки мулине белого и черного цветов, стеклянные глаза или бусины, клей «Секунда», грубые иглы для валяния № 36 и 38, игла с обратным зубчиком, мат для валяния.

Ход работы

Из белой шерсти свалять небольшой шарик и овал. Овал – это туловище, маленький шарик – голова. Свалять детали иголками разной толщины. Соединить их вместе иголками. Затем выполнить два овальных блинчика – ушки.

Рисунок 24. Овечка

Из бежевой шерсти сформировать два плоских маленьких блинчика и прикрепить их иголками к ушкам. Затем сделать овал из бежевой шерсти, свалять его, оставив место соединения пушистым, и привалять к голове в виде мордочки. Тонкой иголкой выделить рот, нос и глазные впадины. Прикрепить ушки к голове. Из туго скрученной белой шерсти выполнить короткий хвостик и привалять его к туловищу.

Кусочки проволоки вставить в туловище вместо ног. Туго обмотать их нитками мулине белого цвета. Внизу поверх белых ниток сделать еще слой черными нитками. Это копытца. Закрепить все нитки тонкой иголкой. Приклеить в глазные впадины бусины или стеклянные глаза.

Иголкой с обратным зубцом распушить голову, туловище и ушки овечки, выдергивая из войлока ворсинки (рис. 24).

Цыпленок

Вам потребуется

Кардочесная шерсть желтого и красного цветов, черные бусины, клей «Секунда», грубые иглы для валяния № 36 и 38, мат для валяния.

Ход работы

Распушить желтую шерсть и свалять из нее два шарика разного размера. Соединить их между собой. Голова и туловище цыпленка готовы. Уплотнить заготовку тонкой иголкой. Затем из желтой шерсти свалять два блинчика каплевидной формы и прикрепить их к туловищу в виде крыльев. Тонкой иголкой выделить линии перьев на них. Затем сделать хвостик из желтой шерсти в виде конуса. Также прикрепить его к туловищу. Всю фигурку уплотнить тонкой иглой. Из красной шерсти сделать два треугольника разного размера. Свалять их в клюв и гребешок иголками разной толщины. После чего присоединить к голове. Приклеить бусины вместо глаз. Уплотнить всего цыпленка тонкой иголкой (рис. 25).

Рисунок 25. Цыпленок

Украиночка

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-коричневого, бежевого цветов, лоскут ткани, мыльный раствор, пленка полиэтиленовая и пупырчатая, сетка, проволока толстая, сухая пастель, запекающийся пластик, клей «Секунда», кисточка, нитки, губка, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, треугольная № 32, обратные иглы № 38, швейная игла, болты и гайки, ножницы.

Ход работы

Шерсть бежевого цвета скатать в шарик и свалять сухим способом сначала грубыми иголками № 32, затем уплотнить звездчатыми иголками № 34 и 36. Голова готова.

Для туловища скатать бежевую шерсть в конус и свалять сухим способом сначала с помощью грубых иголок, затем хорошо уплотнить с помощью звездчатых. Небольшие кусочки проволоки согнуть в виде буквы Г. Это каркасы ног. Примотать шерстью к ступням гайки с болтами. Затем обмотать ноги бежевой шерстью и свалять ее сухим способом с помощью иголок. Для рук надо вокруг кусочков проволоки намотать шерсть и свалять ее сначала сухим способом с помощью грубой иглы № 32. Затем уплотнить детали мокрым способом. Для этого смочить детали мыльным раствором, накрыть пупырчатой пленкой и хорошо потереть. После чего снять пленку и вымыть в воде. Высушить.

Некоторые мастера новые звездчатые иглы немного затупляют, чтобы уменьшить количество шерстинок, протаскиваемых иголкой в войлоке.

Выполнить лицо игрушки. Сформировать несколько шариков для щек, подбородка и рта и привалять их к голове. Затем обработать все лицо обратной иголкой, подчеркивая черты лица, выделяя глазницы, рот. Скатать с помощью иголок два равных шарика и привалять их к груди. Привалять пучок светло-коричневой шерсти к голове в виде волос с помощью обратной иглы № 38.

Затем свалять валенки из светло-коричневой шерсти. Сначала надо сделать выкройку из бумаги. Наложить на нее пушистую шерсть. Причем слой шерсти должен быть больше выкройки. Обработать грубыми иголками. После чего перевернуть все на другую сторону и согнуть края шерстяного пласта к центру. В середину добавить еще шерсти и вновь свалять иголками. Затем все смочить мыльным раствором, накрыть сеткой и тереть. С другой стороны проделать то же самое. Вынуть выкройку и высушить валенок. Второй валенок сделать точно так же. Надеть валенки на куклу. Волосы заплести в косы.

Сшить из лоскута ткани юбку с кофтой и украсить ее вышивкой. Надеть на куклу. Сухой пастелью затонировать лицо и раскрасить рот. Из пластика слепить глаза и приклеить их в обозначенные места (рис. 26).

Рисунок 26. Украиночка

ДЕКОРИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ ИЗ ВАЛЯНОЙ ШЕРСТИ

Декорирование сумки «Букет смородины»

Вам потребуется

Готовая сумка, кардочесная шерсть зеленого, темно-зеленого, светло-зеленого, красного, черного цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, клей «Секунда», иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, портновские булавки, мат для валяния, ножницы.

Ход работы

Распушить зеленую шерсть и выложить ее в виде овала на мат. Затем поверх поместить еще несколько слоев. В каждом следующем слое шерсть надо располагать перпендикулярно предыдущему. Таким образом сделать несколько слоев. В последнем слое можно добавить темно-зеленую и светло-зеленую шерсть. После чего уплотнить заготовку листочка грубыми иголками. На следующем этапе работы переместить листочек на пупырчатую пленку, завернуть края в середину и смочить мыльным раствором. Накрыть сетку и продолжить валяние уже руками.

Рисунок 27. Декорирование сумки «Букет смородины»

Когда листочек будет довольно плотным, снять сетку и выложить темно-зелеными прядками прожилки, края оттенить светло-зеленой шерстью. Вновь смочить мыльным раствором и продолжать тереть, пока листочек не станет довольно плотным. Остальные листочки сделать точно так же, добавляя меньше или больше разных оттенков зеленой шерсти. Веточки и черенки сделать мокрым способом из свернутой спиралькой шерсти темно-зеленого цвета.

Выполнить ягоды из красной и черной шерсти. Для этого взять небольшие комочки шерсти и сформировать их в шарики. Смочить мыльным раствором и катать между ладонями как пластилин, пока они не станут плотными. Готовые детали прополоскать в чистой воде и высушить.

Собрать букет, пришивая листочки и ягоды к черенкам, затем собирая все вместе на веточки. Готовый букет приклеить к сумке (рис. 27).

Сумка с лилией

Вам потребуется

Шерсть розового, белого, бледно-розового, желтого, зеленого, оливкового, темно-желтого цветов в виде гребенной ленты, лоскут подкладочной ткани, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, нитки, иголка, пульверизатор или щетка с синтетической щетиной, скалка, полотенце, ножницы.

Ход работы

Разложить пупырчатую пленку и выкладывать на нее розовую шерсть небольшими кусочками. Укладывать ее следует вертикально и параллельно друг другу так, чтобы один кусочек немного заходил на другой. С одной стороны полотна оставить два отверстия под ручку. Выполнить несколько слоев. Причем волокна надо расположить в каждом следующем слое поперек предыдущего. Само полотно надо сделать большего размера, чем сумка. Нанести пульверизатором или щеткой мыльный раствор так, чтобы вся шерсть пропиталась им. Завернуть все в пупырчатую пленку в виде рулета. Теперь надо заготовку тереть, мять, катать некоторое время. Когда войлок немного сваляется, развернуть его.

Для мелких изделий лучше всего подходит мягкая и тонкая шерсть, шерстинки которой легко сцепляются друг с другом.

Далее выложить рисунок лилии. Это можно сделать по эскизу или шаблону. Выложить кусочки пушистой белой шерсти в виде лепестков.

Тонкими прядками бледно-розовой шерсти оттенить лепестки, разложив их по краям. Сформировать круглый блинчик из темно-желтой шерсти и выложить его в середину цветка. Из желтой шерсти сформировать шарики и выложить их вокруг серединки. Кусочки зеленой шерсти положить в виде листочков. Тонкие прядки оливковой шерсти свернуть спиралькой и выложить стебельком.

Рисунок 28. Сумка с лилией

После этого сверху закрыть войлок сеткой и уплотнить шерсть круговыми движениями. Можно покатать по нему скалкой. Затем перевернуть полотно, повторить последнюю процедуру с другой стороны. Таким образом прокатать войлок скалкой с двух сторон несколько раз. Готовое полотно должно быть достаточно плотным. Промыть в чистой воде, дать стечь влаге и осторожно отжать, завернув в полотенце. Разложить войлок на горизонтальной поверхности и высушить. Затем неровные края подвернуть, обращая особое внимание на ручки, и привалять звездчатыми иголками – сначала толстыми, затем более тонкими.

Сложить полотно пополам и сшить его края в сумку. Из подкладочной ткани выкроить подклад нужного размера и сшить его. Вложить его в сумку, вывернув наизнанку, подвернуть края войлока и подклада внутрь и подшить потайным швом (рис. 28).

Сумка «Сакура»

Вам потребуется

Шерсть розового, светло-розового, бежевого, коричневого цветов в виде гребенной ленты, лоскут подкладочной ткани, застежка-молния, пупырчатая пленка, сетка, мыльный раствор, пульверизатор или щетка с синтетической щетиной, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, скалка, полотенце, ножницы.

Ход работы

Постелить на стол пупырчатую пленку и выложить на нее небольшими кусочками бежевую шерсть вертикально и параллельно друг другу. Кусочки шерсти должны находить друг на друга. Надо сделать 3–4 слоя. В каждом следующем слое кусочки шерсти класть поперек предыдущего слоя. Полотно должно быть больше, чем размеры готовой сумки, так как войлок сядет.

Нанести пульверизатором или щеткой мыльный раствор на шерсть. Завернуть полотно в пупырчатую пленку. Свалять его в войлок. Для этого надо заготовку тереть, мять и катать, только очень аккуратно. Когда войлок немного сваляется, развернуть его и выложить рисунок. Можно сначала наметить расположение цветов.

Кусочки светло-розовой шерсти разложить на сумке овалами в виде лепестков цветов. По краям некоторых лепестков положить тонкие прядки розовой шерсти. Кусочки коричневой шерсти свернуть спиральками и выложить веточками. Вновь смочить полотно мыльным раствором. Закрыть войлок сеткой и уплотнить шерсть круговыми движениями. Это надо делать очень аккуратно, стараясь не повредить рисунок. Можно покатать по нему скалкой.

Затем перевернуть полотно и вновь тереть его и катать скалкой с другой стороны. Таким образом прокатать войлок скалкой с двух сторон несколько раз. Промыть изделие в чистой воде, дать стечь влаге и осторожно отжать, завернув в полотенце. Разложить войлок на горизонтальной поверхности и высушить. Затем неровные края подвернуть и привалять звездчатыми иголками. Ножницами сделать отверстия для ручек и обвалять их звездчатыми иголками.

Сложить полотно пополам и сшить его края. Втачать молнию в сумку. Из подкладочной ткани выкроить подклад и сшить. Вложить его в сумку, вывернув наизнанку, подвернуть края подкладки внутрь и подшить потайным швом к тесьме молнии-застежки (рис. 29).

Рисунок 29. Сумка «Сакура»

Чехол для телефона «Цветок»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть коричневого, оранжевого, ярко-красного, желтого, светло-зеленого, салатового цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Кусочки коричневой шерсти выложить на пупырчатую пленку толстым слоем, не меньше 2–3 см. Причем ее надо класть в разных направлениях. Затем смочить все мыльным раствором и накрыть сеткой. Аккуратно тереть поверхность полотна руками круговыми движениями.

Затем сетку убрать и перевернуть полотно. Потереть с другой стороны. После этого вновь перевернуть на лицевую сторону. Выполнить цветок на одной половинке полотна. Сначала надо выложить оранжевую шерсть в виде лепестков. В середине каждого лепестка поместить тонкие прядки ярко-красной шерсти. Центр цветка заполнить салатовой шерстью. Возле цветка выложить два листочка из зеленой шерсти. Смочить полотно мыльным раствором, накрыть сеткой и продолжить валяние. Войлок должен получиться плотным.

Готовое полотно промыть теплой водой и высушить на горизонтальной поверхности. Затем сложить пополам и сшить боковые стороны (рис. 30).

Рисунок 30. Чехол для телефона «Цветок»

Полосатая сумка

Вам потребуется

Шерсть бежевого, светло-коричневого, коричневого, темно-коричневого, темно-желтого, желтого цветов в виде гребенной ленты, кожаный шнур, лоскут подкладочной ткани, застежка-молния, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, пульверизатор или щетка с синтетической щетиной, скалка, полотенце, ножницы.

Ход работы

Разложить пупырчатую пленку и выкладывать на нее шерсть разных цветов небольшими кусочками. Укладывать надо вертикально и параллельно друг другу. При этом надо помнить об усадке и соответственно сделать полотно большего размера. Сначала следует выложить 3–4 слоя бежевой шерсти, причем волокна надо расположить в каждом следующем слое поперек предыдущего. В последнем слое выложить шерсть разных цветов горизонтальными полосками, начиная с самого светлого (бежевого) и до самого темного (темно-коричневого).

Теперь можно приступить к валянию. Нанести пульверизатором или щеткой мыльный раствор так, чтобы вся шерсть пропиталась им. Завернуть все в пупырчатую пленку в виде рулета. Теперь надо заготовку тереть, мять, катать некоторое время. Развернуть, сверху поместить сетку и уплотнить шерсть круговыми движениями. Постучать по ней скалкой. Затем перевернуть полотно, повторить последнюю процедуру с другой стороны.

Таким образом переворачивать полотно несколько раз. Толщина полученного войлока должна быть не больше 5 мм. Оно должно быть достаточно плотным. Промыть в чистой воде, дать стечь влаге и осторожно отжать в полотенце. Разложить войлок на горизонтальной поверхности и высушить. Затем неровные края подвернуть и привалять звездчатыми иголками, сначала толстыми, затем более тонкими.

Сшить края полотна в сумку. Пришить к ним два отрезка кожаного шнура необходимой длины. Из подкладочной ткани выкроить подкладку нужного размера и сшить ее. Притачать застежку-молнию к открытым краям сумки. Затем вложить подкладку, подвернуть края на изнаночную сторону и подшить потайным швом (рис. 31).

Рисунок 31. Полосатая сумка

Сумка с розой

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-серого, красного, темно-красного, желтого, зеленого, коричневого цветов, лоскут подкладочной ткани, выкройка или бумага для выкройки, простой карандаш, мыльный раствор, пупырчатая пленка, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, сетка, линейка, кнопка, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

С помощью простого карандаша и линейки начертить выкройку сумки. Положить на пупырчатую пленку и вырезать шаблон. Разметить расположение цветка.

В первую очередь надо свалять розу. Для этого выложить на мат для валяния кусочки красной шерсти в виде лепестков. Оттенить их тонкими прядками темно-красной шерсти. В середине поместить несколько шариков из желтой шерсти. Скрутить кусочки коричневой шерсти выложить их на мат в виде стебелька.

Зеленую шерсть сформировать овальными лепешечками. Это листочки. При мокром валянии можно выложить рисунок цветной шерстью на однотонном фоне. Причем рисунок может быть любым. Но четких границ рисунка и четких линий при этом не получится. Поэтому в рисунке должно быть заложено смещение и смешение цветов.

Выложить маленькие кусочки зеленой шерсти возле стебелька в виде колючек. Свалять цветок звездчатыми иголками разной толщины. Цветок должен быть плотным.

Готовый цветок выложить на шаблон из пупырчатой пленки в размеченное место. Кусочки светло-серой шерсти выложить на шаблон из пупырчатой пленки поверх розы. Сначала шерстью надо закрыть боковые стороны так, чтобы прядки наполовину выходили за границу шаблона, и только потом закрыть середину. Далее выложить шерсть на клапан сумки, не выходя за границу выкройки. Слой шерсти должен быть не тоньше 2–3 см. Ее надо класть в разных направлениях.

Затем смочить все мыльным раствором (шерсть, выходящую за границу выкройки, не мочить) и накрыть сеткой. Аккуратно тереть поверхность полотна руками.

Когда сетка начнет отходить от шерсти, а сама шерсть перестанет смешаться, то можно снять сетку и проверить полотно. Если отщипываются от войлока только отдельные волокна, то он готов.

Далее полотно надо перевернуть на другую сторону и загнуть сухие прядки шерсти к центру. После чего закрыть середину светло-серой шерстью. Клапан не закрывать (его валяют только с одной стороны). Смочить шерсть мыльным раствором, накрыть сеткой и валять полотно с другой стороны.

При этом надо обратить внимание на края. Если они неровные, то их надо загнуть внутрь. После этого одну руку засунуть внутрь косметички и разровнять боковины. Вывернуть косметичку наружу. Если цветок плохо привалялся, то его можно закрепить звездчатой иголкой № 36. Промыть изделие теплой водой. Высушить на горизонтальной поверхности.

Из подкладочной ткани выкроить подкладку и сшить ее.

Затем вставить в сумочку, подогнуть края на изнаночную сторону и подшить потайным швом. Пришить на клапан копку (рис. 32).

Рисунок 32. Сумка с розой

Сумочка с орхидеей

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, белого, бледно-розового, сиреневого цвета, лоскут подкладочной ткани, пупырчатая пленка, сетка, выкройка или бумага для выкройки, простой карандаш, мыльный раствор, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, портновские булавки, линейка, кнопка, швейная иголка, нитки, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Сделать выкройку. Она должна быть немного больше размера готового изделия, так как шерсть садится в процессе валяния. Выкройку положить на пупырчатую пленку, обвести и вырезать шаблон. Кусочками белой шерсти закрыть шаблон из пупырчатой пленки. Причем боковые стороны закрыть так, чтобы прядки выходили за границу шаблона. На клапане шерсть не должна выходить за границы шаблона.

Толщина слоя шерсти – не меньше 2–3 см, тогда в готовом виде войлок будет толщиной около 0,5 см. Шерсть для лучшего сваливания надо класть в разных направлениях. Затем смочить заготовку мыльным раствором (шерсть, выходящая за границу выкройки, должна оставаться сухой) и накрыть сеткой. Тереть, мять, катать поверхность полотна руками. Когда сетка начнет отходить от шерсти, то можно ее снять – полотно уже готово.

Рисунок 33. Сумочка с орхидеей

Перевернуть войлок на другую сторону и загнуть сухие прядки шерсти к середине выкройки. Пустое пространство закрыть белой шерстью. Клапан не выкладывать шерстью. Смочить шерсть мыльным раствором, накрыть сеткой и продолжить валяние другой стороны изделия. Края боковины сумки надо загнуть внутрь и продолжить валяние. После этого разровнять боковины изнутри сумки. Вывернуть изделие наружу и промыть теплой водой. Высушить на горизонтальной поверхности.

Из подкладочной ткани выкроить подкладку и сшить ее. Затем вставить в сумочку, подогнуть края на изнаночную сторону и подшить потайным швом. Пришить на клапан копку.

Отдельно сделать цветок. На мате для валяния выложить белую шерсть в виде овала. Это лепесток. Затем затенить бледно-розовой шерстью внутренний уголок лепестка маленькими прядками. Звездчатыми иголками свалять лепесток. Так же выполнить еще 5 лепестков. Из бледно-розовой шерсти свалять маленькую овальную лепешку – серединку цветка. Привалять к ней все лепестки. Выложить на мат зеленую шерсть в виде удлиненного овала и свалять его звездчатыми иголками. Затем пришить листочек к цветку. Готовый цветок пришить к сумке (рис. 33).

Палантин «Мечты»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-серого, розового, серого цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, скалка, шлифовальная машина (если ее нет, то можно валять руками), полотенце.

Ход работы

На стол положить пупырчатую пленку. Разложить серую шерсть небольшими прядками. Затем выполнить второй слой шерсти, раскладывая его уже поперек первого. Прядки в следующем слое класть как в первом. В последнем, четвертом слое на полотно выложить в хаотическом беспорядке светло-серую и розовую шерсть. Причем в середине должно быть больше розовой шерсти, а по краям – серой. Затем смочить изделие мыльным раствором и накрыть сеткой. Тереть полотно, нажимая на него. Если есть шлифовальная машинка, то эту процедуру можно произвести с ее помощью. В противном случае все надо делать руками.

Рисунок 34. Палантин «Мечты»

Убрать сетку, длинные края полотна загнуть, делая их ровными, накрыть снова сеткой и пройтись шлифовальной машинкой по краям. Снять сетку и перевернуть изделие на другую сторону. Выложить на полотно кусочки серой, светло-серой и розовой шерсти точно так же, как и на другой стороне, и смочить мыльным раствором. Накрыть сеткой. Свалять изделие руками или шлифовальной машинкой. Прополоскать палантин в теплой воде. Разложить на полотенце и накрутить его на скалку, аккуратно отжать и высушить на горизонтальной поверхности (рис. 34).

Палантин «Морские мотивы»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть голубого, синего, сине-серого цветов, шелковая ткань коричневого цвета размером 50 × 150 см, мыльный раствор, пупырчатая пленка, шлифовальная машина (если ее нет, то можно валять руками), нитки, иголка, ножницы, полотенце.

Ход работы

Палантин выполнен в нано-фелтинге. Края ткани подшить. Разложить на столе ткань лицевой стороной вверх. На нее выложить прядки голубой шерсти в виде спиралек и кружков, кусочки сине-серой шерсти в виде овалов и тонкие волнистые прядки синей шерсти. Сделать бахрому.

Для этого на края ткани также положить прядки шерсти разных цветов так, чтобы они выходили за ткань. Затем смочить изделие мыльным раствором и накрыть пупырчатой сеткой. Тереть полотно, нажимая на него руками. Можно это процедуру произвести шлифовальной машинкой. В любом случае валять следует аккуратно, не сдвигая пряди шерсти.

Прополоскать палантин в теплой воде. Выжать, завернув его в полотенце, и высушить на горизонтальной поверхности (рис. 35).

Рисунок 35. Палантин «Морские мотивы»

Шарф «Вдохновение»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть бежевого, розового, сиреневого, серого цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, скалка, шлифовальная машина (если ее нет, то можно валять руками), ножницы, полотенце.

Ход работы

На стол положить пупырчатую пленку. Разложить серую шерсть небольшими прядками. Затем сделать второй слой шерсти, раскладывая его уже поперек первого. Выполнить точно так же еще 4–5 слоев. В последнем слое на полотно выложить в шахматном порядке кусочки розовой и сиреневой шерсти в виде кругов и овалов. На края полотна положить бежевую шерсть. Смочить заготовку мыльным раствором и накрыть сеткой.

Тереть полотно, нажимая на него. Это можно сделать шлифовальной машинкой. Убрать сетку, длинные края полотна подровнять, загнув их к середине. Накрыть полотно сеткой и свалять края шлифовальной машинкой.

Снять сетку и перевернуть изделие на другую сторону. Выложить на полотно кусочки бежевой, сиреневой, розовой шерсти точно так же, как и на другой стороне, и смочить мыльным раствором. Накрыть сеткой.

Свалять изделие руками или шлифовальной машинкой. Прополоскать палантин в теплой воде. Разложить на полотенце и накрутить его на скалку, аккуратно отжать и высушить на горизонтальной поверхности (рис. 36).

Рисунок 36. Шарф «Вдохновение»

Палантин «Египетские мотивы»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть черного, белого, синего, желтого цветов, шелковая ткань красного цвета размером 70 × 150 см, мыльный раствор, пупырчатая пленка, шлифовальная машина (если ее нет, то можно валять руками), нитки, иголка, ножницы, полотенце.

Рисунок 37. Палантин «Египетские мотивы»

Ход работы

В первую очередь следует придумать и нарисовать эскиз такого палантина. Края ткани подшить. Разложить на столе ткань лицевой стороной вверх. На нее выложить прядки черной и белой шерсти в виде египетских фигурок. Возле них выложить прядки синей и желтой шерсти в виде волн и песка. Смочить изделие мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Тереть полотно, нажимая на него руками.

Можно это процедуру сделать шлифовальной машинкой. Это надо делать аккуратно, не сдвигая пряди шерсти.

Прополоскать палантин в теплой воде. Выжать, завернув его в полотенце, и высушить на горизонтальной поверхности (рис. 37).

Шарф «Паутинка»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть желтого, оранжевого цветов, мохер сиреневого и красного цвета, лоскут любой ткани размером 50 × 200 см, мыльный раствор, нитки, швейная иголка, ножницы, стиральная машинка.

Ход работы

Ткань сложить пополам и заутюжить сгиб. Разложить на столе. На одну ее половину выложить мохер обоих цветов в хаотическом беспорядке. Затем на него выложить кусочки шерсти разных цветов тоже в хаотическом беспорядке.

Выкладывать надо, отступив от края заготовки 6–8 см. Причем прядки должны лежать в разных направлениях. Слой шерсти должен быть толщиной около 1 см. Поверх шерсти вновь разложить мохеровые нити в хаотическом беспорядке. Накрыть шарф второй половиной ткани и простегать очень часто. Затем поместить в стиральную машинку, добавить мыльный раствор и поставить цикл «хлопок» при температуре 40°. По окончании стирки вынуть из машинки, высушить. Убрать наметку из готового шарфа.

Рисунок 38. Шарф «Паутинка»

Прополоскать шарф в теплой воде. Выжать, завернув его в полотенце и высушить на горизонтальной поверхности (рис. 38).

Горжетка с кружевом

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-розового, салатового, розового, белого цветов, розовое кружево шириной 5 см, брошь, простой карандаш, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, скалка, ножницы, полотенце.

Следует помнить, что разные виды шерсти дают разную степень усадки – от 30 до 60 %. Поэтому перед началом работы надо обязательно сделать образцы. Разложить шерсть в виде квадрата размером 10 × 10 см планируемой толщины. Свалять данный образец, высушить его и измерить. Таким образом можно узнать процент усадки.

Ход работы

На стол положить пупырчатую пленку. Отметить на ней середину и края горжетки. Хорошо расчесать шерсть. Разложить розовую шерсть в середине горжетки. Прядки надо класть вдоль полотна. Они должны немного находить друг на друга. Затем выполнить волнистые края горжетки. Для этого розовую шерсть небольшими прядками выложить перпендикулярно середине изделия. Края прядок должны заходить на середину полотна. С другой стороны выложить салатовые прядки шерсти. Затем поверх них выложить светлые прядки. Поверх салатового слоя выложить розовую и светло-розовую шерсть. А поверх розового слоя выложить светло-розовую и белую шерсть. На границу волана и серединки выложить розовое кружево. Затем в середине также положить светло-розовые и белые прядки. Смочить заготовку мыльным раствором и накрыть сеткой. Тереть полотно, нажимая на него. Затем накрутить на скалку и катать, нажимая на полотно. Прополоскать свалянное изделие в теплой воде. Выжать, завернув его в полотенце, и высушить на горизонтальной поверхности. Готовую горжетку сколоть брошью (рис. 39).

Рисунок 39. Горжетка с кружевом

Зеленая косметичка

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого цвета, лоскут подкладочной ткани, выкройка или бумага для выкройки, простой карандаш, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, линейка, кнопка, ножницы.

Ход работы

Выкройку положить на пупырчатую пленку и вырезать шаблон косметички. Кусочки зеленой шерсти выложить на шаблон. Сначала шерстью надо закрыть боковые стороны так, чтобы прядки наполовину выходили за границу шаблона, и только потом закрыть середину. Далее выложить шерсть на клапан косметички, не выходя за границу выкройки.

Шерсть выложить слоем не меньше 2–3 см. Причем ее надо класть в разных направлениях. Затем смочить все мыльным раствором (шерсть, выходящая за границу выкройки, должна оставаться сухой) и накрыть сеткой. Аккуратно тереть поверхность полотна руками круговыми движениями.

Когда сетка начнет отходить от шерсти, а сама шерсть перестанет смешаться, то можно снять сетку и проверить полотно. Для этого надо попытаться отщипнуть кусочек шерсти от полотна – если отщипываются только отдельные волокна, то войлок готов. В противном случае надо продолжить валять дальше.

Далее полотно надо перевернуть на другую сторону и загнуть сухие прядки шерсти к центру. После чего закрыть середину кусочками зеленой шерсти. Клапан должен оставаться открытым.

Смочить шерсть мыльным раствором, накрыть сеткой и продолжить валяние другой стороны косметички. Боковины надо свалять отдельно, обращая внимание на края. Если они неровные, то их надо загнуть внутрь. После этого одну руку засунуть внутрь косметички и разровнять боковины. Вывернуть косметичку наружу и смыть теплой водой мыло. Высушить на горизонтальной поверхности.

Из подкладочной ткани выкроить подкладку и сшить ее. Затем вставить в косметичку, подогнуть края на изнаночную сторону и подшить потайным швом. Пришить на клапан копку (рис. 40).

Рисунок 40. Зеленая косметичка

Волшебные черевички

Вам потребуется

Кардочесная шерсть красного цвета, тонкая атласная лента красного цвета, выкройка или бумага для выкройки, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, простой карандаш, нитки, швейная игла, любые пакеты или чистая бумага, ножницы.

Ход работы

Надо делать сразу два тапочка. Вырезать из бумаги два шаблона для тапочек. Размер должен быть на треть больше размера стопы. На пупырчатую пленку положить шаблоны и уложить на них шерсть в одном направлении. Шерсть должна выступать за границы шаблона. Следующий слой шерсти выложить перпендикулярно первому. Остальные четыре слоя выполнить точно так же, как и первые два. Затем намочить заготовки мыльным раствором и накрыть сеткой. Свалять шерсть круговыми движениями, сильно нажимая на детали. Затем убрать сетку и перевернуть заготовки на другую сторону. Выступающие края загнуть в середину на шаблон. Уложить шерсть по контуру шаблона точно так же, как и на другой стороне. Намочить мыльным раствором, накрыть сеткой и свалять. Затем свалять боковые стороны заготовок.

На следующем этапе свернуть тапочки вместе с пленкой в рулет и хорошо помять их. Развернуть и свернуть уже в другом направлении, снова помять. Вынуть шаблон, предварительно сделав отверстия у тапочек в месте, куда будет входить нога. Хорошо потереть каждый тапочек мыльной рукой внутри и снаружи. Затем прополоскать их в горячем мыльном растворе и промыть в холодной воде, чтобы они сели и стали нужного размера. Тапочки набить пакетами и оставить сушиться. Края обшить атласной лентой. Выполнить помпоны. Из красной шерсти сформировать шарики и свалять их мокрым способом. Промыть в теплой воде и высушить. Затем пришить на нос черевичек (рис. 41).

Рисунок 41. Волшебные черевички

Полосатый палантин

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-серого цвета, пряжа 2–3-х ярких цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, звездчатые иголки № 34 и 36, обратная иголка № 38, скалка, шлифовальная машина (если ее нет, то можно валять руками), ножницы, полотенце.

Ход работы

На стол положить пупырчатую пленку. На ней разложить светло-серую шерсть тонкими прядками. Затем выполнить второй слой шерсти, раскладывая его уже поперек первого.

Следующий слой класть как первый. После этого прямо на шерсть разложить пряжу разных цветов вдоль всей заготовки. Концы пряжи должны выходить за края полотна. Они могут быть на равном расстоянии друг от друга или же в середине положить их чаще, а по краям реже. На самые края пряжу не класть.

Затем смочить изделие мыльным раствором и накрыть сеткой. Тереть круговыми движениями. Затем пройтись по полотну шлифовальной машинкой. Снять сетку, длинные края полотна загнуть в середину, накрыть все вновь сеткой и еще раз пройтись шлифовальной машинкой только по краям.

Убрать сетку и перевернуть изделие на другую сторону. Свалять его руками или шлифовальной машинки с этой стороны. Прополоскать палантин в теплой воде. Осторожно отжать и разложить на столе.

Просмотреть всю пряжу, если кое-где она не привалялась, то нитки надо прикрепить с помощью звездчатых иголок.

Разложить изделие на полотенце и накрутить его на скалку, аккуратно отжать и высушить на горизонтальной поверхности. Кусочки светло-серой пряжи скатать в шарики одинакового размера. Затем привалять к ним кусочки пряжи с помощью звездчатых иголок. После этого смочить в мыльном растворе и покатать между ладошками. Сполоснуть от мыла и высушить. Помпоны готовы. Пришить их к концам пряжи (рис. 42).

Рисунок 42. Полосатый палантин

Валяные тапочки

Вам потребуется

Кардочесная шерсть сиреневого, голубого, оранжевого цвета, тонкая атласная лента синего цвета, декоративная пуговица, выкройка или бумага для выкройки, простой карандаш, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, нитки, швейная игла, любые пакеты или чистая бумага, ножницы.

Ход работы

Надо валять сразу два тапочка. Вырезать из бумаги два шаблона для тапочек. Размер должен быть на треть больше размера стопы. На пупырчатую пленку положить шаблоны и уложить на них шерсть сиреневого цвета в одном направлении. Причем шерсть должна выступать за границы шаблона. Следующий слой шерсти уложить перпендикулярно первому. Третий слой выполнить точно так же, как и первый. Затем намочить заготовки мыльным раствором и накрыть сеткой. Свалять шерсть круговыми движениями.

Многие мастера утверждают, что при валянии действует правило ста раз. Надо каждый участок полотна потереть 100 раз, тогда войлок хорошо сваляется.

Затем, когда сетка начнет отставать от шерсти, снять ее и перевернуть заготовки на другую сторону. Выступающие края загнуть в середину на шаблон. Уложить шерсть по контуру шаблона сначала в одном направлении, затем перпендикулярно первому. Намочить мыльным раствором, накрыть сеткой и свалять. Затем свалять боковые стороны заготовок.

На следующем этапе работы повторить все предыдущие действия. Только шерсть уже использовать голубую. Затем свернуть тапочки вместе с пленкой в рулет и хорошо помять их. Развернуть и свернуть уже в другом направлении, снова помять. Теперь надо достать шаблон. Для этого надо вырезать у тапочек круги в месте, куда будет входить нога. Хорошо потереть каждый тапочек мыльной рукой внутри и снаружи. Затем прополоскать их в горячем мыльном растворе, чтобы они сели. Затем промыть в холодной воде. Эти действия надо повторять, пока тапочек не станет нужного размера. Тапочки набить пакетами и оставить сушиться. Края обшить атласной лентой.

Рисунок 43. Валяные тапочки

Выполнить цветы для украшения изделия. Голубую, сиреневую, оранжевую шерсть разложить в виде овалов разной величины и свалять мокрым способом. Всего требуется по 7–9 лепестков для каждого цветочка. Затем сшить по кругу в цветочки. Цветы положить один на другой, начиная с самого большого и заканчивая самым маленьким. Скрепить цветок пуговицей, которую затем пришить к тапочке (рис. 43).

Валеночки

Вам потребуется

Кардочесная шерсть сиреневого цвета, бисер, выкройка или картон для выкройки, мыльный раствор, строительный скотч, простой карандаш, пупырчатая пленка, сетка, нитки, иголка швейная, бумажные пакеты, ножницы.

Ход работы

Выполняются сразу два валенка. Вырезать из картона один шаблон для двух валенок сразу в виде буквы П. Размер должен быть на треть больше необходимого. На пупырчатую пленку положить шаблон и выложить на него шерсть сиреневого цвета. Она должна лежать поперек шаблона и выступать за его границы. Следующий слой шерсти сделать перпендикулярно первому. Третий слой выполнить точно так же, как и первый. Затем намочить заготовки мыльным раствором и накрыть сеткой. Свалять шерсть круговыми движениями. Затем, когда сетка начнет отставать от шерсти, не снимая сетки, перевернуть заготовки на другую сторону. Загнуть края шерсти на шаблон. Уложить шерсть по контуру шаблона сначала в одном направлении, затем перпендикулярно первому. Намочить мыльным раствором, накрыть сеткой и свалять.

Рисунок 44. Валеночки

Вновь перевернуть на первую сторону и повторить все действия, выкладывая еще шерсть на обе стороны. Найти на заготовке середину и разрезать пополам. Вынуть шаблон. Носок забить пакетами, в сам валенок вставить любой удобный предмет, можно просто засунуть руку и продолжить валяние уже без сетки. При этом надо сразу же придавать валенкам нужную форму. Свалять и второй валенок. Потом смыть мыло горячей, затем холодной водой и высушить. Обшить голенища валенок бисером (рис. 44).

Варежки

Вам потребуется

Кардочесная шерсть белого, розового цветов, серебристая атласная ленточка, бисер, выкройка или картон для выкройки, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, простой карандаш, нитки, иголка швейная, ножницы.

Ход работы

Выполняются сразу обе варежки. Вырезать из картона один шаблон для двух варежек сразу (они должны быть соединены краями между собой). Размер должен быть на треть больше необходимого. На пупырчатую пленку положить шаблон и выложить на него тонкие прядки белой шерсти в хаотическом беспорядке. Поверх выложить прядки розовой шерсти. Они должны лежать поперек шаблона и выступать за его границы. Следующий слой шерсти сделать перпендикулярно первому. Третий слой выполнить точно так же, как и первый. Затем намочить заготовки мыльным раствором и накрыть сеткой. Свалять шерсть круговыми движениями. Затем перевернуть заготовки на другую сторону. Загнуть края шерсти на шаблон. На свободные места положить еще белую и розовую шерсть в таком же порядке, что и на первой стороне. Намочить мыльным раствором, накрыть сеткой и свалять.

Точно на середине заготовки разрезать пополам. Вынуть шаблон. Руку засунуть внутрь и продолжить валяние. После чего свалять вторую варежку. Потом вымыть изделие горячей, затем холодной водой и высушить, набив внутрь бумагу или шерсть. Пришить бисер. Края обшить атласной серебристой ленточкой (рис. 45).

Рисунок. 45. Варежки

Палантин «Маки»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть красного, черного, желтого цветов, шелковая ткань черного цвета размером 50 × 150 см, мыльный раствор, пупырчатая пленка, шлифовальная машина (если ее нет, то можно валять руками), нитки, швейная иголка, ножницы, полотенце.

Рисунок 46. Палантин «Маки»

Ход работы

Палантин выполнен в технике нано-фелтинг. Края ткани подшить. Разложить на столе ткань лицевой стороной вверх. На нее выложить прядки красной шерсти в виде овалов. Это лепестки маков. Маленькие кусочки черной шерсти выложить поверх у основания лепестков цветов. Середину заполнить желтой шерстью в форме лепешки.

Затем смочить изделие мыльным раствором и накрыть пупырчатой сеткой. Тереть полотно, нажимая на него руками. Эту процедуру можно выполнить шлифовальной машинкой. Валять надо аккуратно, не сдвигая пряди шерсти.

Прополоскать палантин в теплой воде. Выжать, завернув его в полотенце, и высушить на горизонтальной поверхности (рис. 46).

Палантин «Незабудки»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-серого, белого, голубого, светло-голубого, желтого, синего цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, скалка, шлифовальная машина (если ее нет, то можно валять руками), ножницы, полотенце.

Ход работы

На стол положить пупырчатую пленку. Разложить белую шерсть небольшими прядками. Затем выполнить второй слой шерсти, раскладывая его уже поперек первого.

Прядки в следующем слое класть как в первом. В последнем, четвертом слое на полотно выложить в хаотическом беспорядке светло-серую шерсть. Затем сформировать из голубой шерсти лепестки в виде овалов и разложить их на полотне в виде цветов.

Тонкими светло-голубыми и синими прядками оттенить лепестки. Светлую шерсть выложить у внешних краев лепестков, а темную шерсть расположить у основания лепестков. Середину каждого цветка заполнить желтой шерстью в форме лепешки. Затем смочить изделие мыльным раствором и накрыть сеткой. Тереть полотно, нажимая на него. Если есть шлифовальная машинка, то валять можно с ее помощью. Убрать сетку, длинные края полотна загнуть, делая их ровными, накрыть снова сеткой и пройтись шлифовальной машинкой по краям.

Рисунок 47. Палантин «Незабудки»

Прополоскать палантин в теплой воде. Разложить на полотенце и накрутить его на скалку, аккуратно отжать и высушить на горизонтальной поверхности (рис. 47).

Горжетка «Голубые мечты»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть голубого и синего цветов, брошь, простой карандаш, мыльный раствор, пупырчатая пленка, сетка, нитки, иголка, полотенце, скалка, ножницы.

Ход работы

На стол положить пупырчатую пленку. Отметить на ней середину и края горжетки. Хорошо расчесать шерсть. Разложить синюю шерсть в середине горжетки, кладя прядки вдоль полотна. Они должны немного находить друг на друга. Затем на боковые края горжетки. Кусочки расчесанной голубой шерсти выкладывать перпендикулярно середине изделия. Края прядок должны находить на середину полотна. Смочить заготовку мыльным раствором и накрыть сеткой. Тереть полотно, нажимая на него. Затем накрутить на скалку и катать, нажимая на полотно. Прополоскать свалянное изделие в теплой воде. Выжать горжетку, завернув ее в полотенце, и высушить на горизонтальной поверхности.

Выполнить цветок. Для этого прядки голубой шерсти разложить по кругу так, чтобы середина оказалась пустой. Намочить мыльным раствором, накрыть сеткой и свалять. Затем прополоскать и высушить. После чего иголкой с ниткой стянуть внутренний край получившегося круга и пришить к краю горжетки (рис. 48).

Рисунок 48. Горжетка «Голубые мечты»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БИЖУТЕРИИ ИЗ ВАЛЯНОЙ ШЕРСТИ

Сережки «Птички»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-оранжевого, оранжевого, красного цветов, черный бисер, швензы, тонкая проволока, клей «Секунда», иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, обратная игла № 38, спица, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Светло-оранжевую шерсть расчесать и сложить пополам. Затем скрутить спиралью в овал. Уплотнить звездчатыми иголками разной толщины, сразу же придавая заготовке форму птички. Кусочек оранжевой шерсти разделить пополам и из каждой части сформировать овальные блинчики. Свалять их звездчатыми иголками, оставив место соединения пушистым. Обратной иглой выделить на каждом получившемся крылышке отдельные перья. Привалять готовые крылья к туловищу птички. Сформировать небольшой треугольник из кусочка оранжевой шерсти, протыкать его звездчатыми иголками и привалять к птичке на место хвоста. Из красной шерсти выполнить маленький треугольник и свалять клюв. Прикрепить его иголками к головке. Обратной иголкой уплотнить птичку и выделить отдельные перья. Приклеить бисеринки вместо глаз. Спицей сделать отверстие на спинке и вставить проволоку. К ней прикрепить швензу. Вторую сережку изготовить точно так же (рис. 49).

Рисунок 49. Сережки «Птички»

Брелок с листочком

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-зеленого, зеленого, темно-зеленого цветов, кольцо с цепочкой, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, обратная игла № 38, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Расчесать зеленую шерсть и уложить ее на мат для валяния в идее листочка. Затем поперек разложить второй слой шерсти. Далее выполнить еще два слоя, повторяя первые два. Звездчатыми иголками уплотнить заготовку. Затем оттенить листочек темно-зелеными и светло-зелеными прядками.

Темно-зеленую шерсть выложить в виде жилок. Светло-зеленую шерсть поместить на края листика и в середину в виде блика. Вновь обработать листочек звездчатой иголкой № 36. Затем выделить все линии и уплотнить обратной иголкой. К готовому листочку прикрепить кольцо с цепочкой (рис. 50).

Рисунок 50. Брелок с листочком

Колье «Радужное»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, синего, голубого, красного, малинового, оранжевого, желтого, светло-зеленого цветов, мелкие прозрачные бусины, проволока, застежка для колье или бус, мыльный раствор, спица или толстая игла, ножницы.

Существует много разных пород овец. Шерсть у них существенно отличается по разным характеристикам и свойствам. Самой высококачественной для валяния считается австралийская и новозеландская мериносная шерсть.

Ход работы

Для круглых бусин следует соединить между собой шерсть двух или трех цветов. Можно соединить кусочек желтой шерсти с прядкой зеленой, синей шерсти с малиновой, красную шерсть смешать с голубой, оранжевую с красной или светло-зеленой.

Соединив прядки, надо сложить и сформировать шарик. Следует помнить, что шерсть садится при уваливании, поэтому ее надо взять немного больше. Для этого боковые части шерсти свернуть в серединку. Затем нижний хвостик поднять вверх и согнуть. Верхнюю часть прядки также загнуть в середину. Мять пальцами комочек, придавая ему форму шара. Когда он станет более плотным, опустить его в мыльный раствор. Шерсть должна полностью пропитаться. Затем вынуть из раствора и катать пальцами, затем ладошками. Сначала не надо сильно нажимать на заготовку (можно ее деформировать), постепенно, по мере уваливания, давление на шарик увеличивать.

Если заготовка постоянно выскальзывает из рук, то надо лишнюю влагу отжать. Когда шарик станет упругим и плотным, его нужно вымыть теплой водой и вновь покатать между ладошками. Высушить.

Остальные восемь бусин сделать точно так же. Восемь каплевидных бусин выполнить по-другому. Следует смешать прядки шерсти одного цвета, но разных тонов или же похожих. Например, голубую шерсть соединить с синей, а зеленую со светло-зеленой, красную шерсть смешать с малиновой, оранжевую с желтой. Затем сформировать овал из каждого кусочка и заострить его с одной стороны. Покатать между ладошками. Пропитать мыльным раствором и валять сначала пальцами, затем ладошками, постепенно усиливая давление по мере уваливания. Готовые бусины промыть в теплой воде и высушить.

Все бусины проткнуть спицей или толстой иглой. Причем каплевидные бусины надо протыкать в узкой части. Затем нанизать бусины в следующем порядке: сначала круглую бусину, затем прозрачную и каплевидную бусину, вновь прозрачную бусину. Продолжить нанизывать все бусины в таком порядке. Завершить круглой бусиной. Каплевидные бусины нанизывать на проволоку, начиная от светлых и заканчивая темными. Затем вновь смешать прядки шерсти разных цветов и плотно обмотать ими оставшуюся проволоку. Намочить мыльным раствором и увалять, катая между ладошками. Сполоснуть и высушить. С другой стороны бусин закрыть проволоку так же. На края проволоки прикрепить застежку для колье или бус (рис. 51).

Рисунок 51. Колье «Радужное»

Серьги «Рыбки»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть желтого, оранжевого цветов, бисер, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, обратная игла № 38, проволока, швензы, спица, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Желтую шерсть распушить и сложить в овал. Уплотнить звездчатыми иголками разной толщины, сразу же придавая шерсти форму птички. Из небольшого кусочка оранжевой шерсти сформировать треугольник. Свалять его в хвост звездчатыми иголками, оставив место соединения пушистым. Уплотнить обратной иголкой. Затем привалять к рыбке. Свалять из небольших треугольников оранжевой шерсти плавники и привалять к заготовке. Обратной иголкой уплотнить рыбку, выделяя жабры, отдельные чешуйки. Приклеить бисеринку вместо глаза. Спицей сделать отверстие на спинке и вставить проволоку. К ней прикрепить швензу. Вторую сережку изготовить точно так же (рис. 52).

Рисунок 52. Серьги «Рыбки»

Колье «Павлин»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть салатового, синего, голубого, красного, фиолетового, оранжевого, желтого цветов, мелкие прозрачные бусины, проволока, застежка для колье или бус, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, мыльный раствор, пупырчатая пленка, спица или толстая игла, ножницы.

Если валяное изделие не получилось, то вы его можете свалять в стиральной машинке, придав ему абстрактную форму и задекорировав. Получится елочное украшение.

Ход работы

Для плоских круглых бусин сделать колбаску из шерсти всех цветов. Сначала прядку фиолетовой шерсти скрутить в тугую спираль. Затем вокруг нее обмотать красную шерсть. Получившуюся колбаску надо немного покатать. После этого добавить еще оранжевой шерсти вокруг красной, вновь покатать. Можно немного увалять звездчатыми иголками колбаску. Затем привалять еще желтой шерсти. Следующий слой должен быть выполнен из салатовой шерсти. Вновь надо поработать немного звездчатыми иголками. Затем окутать колбаску голубой и синей шерстью. Закончить вновь фиолетовой шерстью. Надо отметить, что толщину слоев следует постепенно увеличивать от фиолетового до желтого, затем также постепенно уменьшать.

Для того чтобы все бусины получились равной величины, колбаску следует делать в середине толще, чем по краям. Готовую колбаску пропитать мыльным раствором. После этого ее надо обернуть пупырчатой пленкой и тереть, катать, мять в руках, постепенно усиливая нажим. Когда она будет плотной и упругой, ее надо прополоскать в теплой воде, еще немного покатать между ладошек и высушить. Затем разрезать на бусины одинаковой толщины.

Выполнить каплевидные бусины. Их можно сделать однотонными или цветными, смешав несколько прядок шерсти разного цвета. Затем сформировать овал, заостренный с одной стороны. Покатать между ладошками. Пропитать мыльным раствором и валять сначала пальцами, затем ладошками, усиливая давление по мере уваливания. Готовые бусины промыть в теплой воде и высушить. Выполнить три каплевидных бусины.

В готовых бусинах сделать отверстия с помощью толстой иголки или спицы.

Затем нанизать на проволоку сначала поочередно прозрачные бусины и плоские круглые бусины. В середину колье вместо прозрачных бусин нанизать каплевидные бусины. Затем закончить колье точно так же, как и начали – плоскими круглыми и прозрачными бусинами. На концы проволоки прикрепить застежки для колье или бус (рис. 53).

Рисунок 53. Колье «Павлин»

Колье оранжевое

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-оранжевого, оранжевого, желтого, светло-желтого цветов, бисер, чешуйки, проволока, застежка для колье или бус, мыльный раствор, пупырчатая пленка, спица или толстая игла, швейная иголка, нитки, ножницы.

Ход работы

Изготовить колбаску для плоских круглых бусин. Сначала скрутить прядь светло-желтой шерсти в тугую спираль. Вокруг нее обернуть желтую шерсть. Получившуюся колбаску надо немного покатать. После этого добавить еще светло-оранжевой шерсти и закончить колбаску оранжевым слоем шерсти. Для того чтобы все бусины получились равной величины, колбаску следует делать в середине толще, чем по краям. Готовую колбаску опустить в мыльный раствор. Затем обернуть заготовку пупырчатой пленкой и свалять ее. Для этого ее можно катать, мять в руках. Когда она будет плотной и упругой, смыть мыло теплой водой, еще немного покатать, выравнивая ее, и высушить. Затем разрезать на бусины одинаковой толщины. В готовых бусинах сделать отверстия толстой иголкой или спицей, пришить на каждую бусину чешуйку, закрепив ее бисеринкой.

Затем нанизать на проволоку готовые бусины. На концы проволоки прикрепить застежку для колье или бус (рис. 54).

Рисунок 54. Колье оранжевое

Бусы «Малахитовая сказка»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, темно-зеленого, оливкового, малахитового, светло-зеленого цветов, зеленые круглые бусины, шерстяная нить, застежка для колье или бус, мыльный раствор, игла, ножницы.

Рисунок 55. Бусы «Малахитовая сказка»

Ход работы

Взять распушенные прядки каждого цвета и соединить их в один комочек. Сделать двенадцать одинаковых комочков. Из каждого из них сформировать шарик. Мять пальцами комочки, придавая им форму шара. Когда они станут более плотными, пропитать их мыльным раствором. Затем катать пальцами, потом ладонями. Сначала не надо сильно нажимать на заготовку, но постепенно, по мере уваливания, давление на шарик увеличить. Когда шарик станет упругим и плотным, вымыть теплой водой и вновь покатать между ладошками. Высушить. Зеленую нить вдеть в иголку и нанизать на нее поочередно три готовые зеленые бусины, затем одну валяную бусину. Закончить готовыми зелеными бусинами. На концы нитки прикрепить застежку для бус (рис. 55).

Серые бусы

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-серого, серого, темно-серого, сине-серого цветов (можно использовать любые оттенки серого, которые у вас есть), крупные и мелкие серебристые бусины, проволока, застежка для бус, мыльный раствор, спица или толстая игла, ножницы.

Ход работы

Всю шерсть распушить и разделить на комочки одинакового размера. Из каждого комочка сформировать шарик. Для этого боковые части шерсти загнуть в середину. Затем нижний хвостик поднять вверх. Верхнюю часть прядки также загнуть в середину. Мять пальцами комочек, придавая ему форму шара. Когда он станет более плотным, опустить его в мыльный раствор. Когда шерсть полностью пропитается мылом, вынуть шар из раствора и катать пальцами, затем ладонями. Сначала не надо сильно нажимать на заготовку, но по мере уваливания давление на шарик увеличить. Если заготовка постоянно выскальзывает из рук, то надо лишнюю влагу отжать. Когда шарик станет упругим и плотным, сполоснуть его теплой водой и высушить. Остальные бусины сделать точно так же.

Рисунок 56. Серые бусы

В готовых бусинах сделать отверстия с помощью толстой иголки или спицы. Затем нанизать на проволоку поочередно три крупные готовые бусины, четыре мелкие бусины и одну валяную бусину. Закончить бусы точно так же: тремя крупными готовыми бусинами. На концы проволоки прикрепить застежку (рис. 56).

Бусы «Малиновый звон»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть малинового цвета, красный стеклярус, проволока, застежка для бус, мыльный раствор, спица или толстая игла, ножницы.

Рисунок 57. Бусы «Малиновый звон»

Ход работы

Всю шерсть распушить и разделить на одинаковые комочки. Сделать из каждого комочка овал. Для этого боковые части шерсти загнуть в середину. Покатать его между ладошками, придавая ему форму овала. Затем опустить заготовку в мыльный раствор.

Когда шерсть станет мокрой, вынуть ее из раствора и начать уваливание. Можно тереть, катать, гладить пальцами. Сначала не надо сильно нажимать на заготовку. Затем давление на заготовку надо увеличить. Когда она станет упругой и плотной, промыть ее теплой водой и высушить. Все бусины сделать по данной схеме. В готовых бусинах проколоть отверстия с помощью толстой иголки или спицы. Надо протыкать вдоль бусин, а не поперек. Затем нанизать на проволоку поочередно валяные бусины и красный стеклярус. На концах бус с двух сторон должны быть валяные бусы. На концы проволоки прикрепить застежку (рис. 57).

Бусы «Нежность»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть алого, красного цветов, круглые бусины красного цвета, мелкий прозрачный бисер, металлизированная нить серебристого цвета, застежка для бус, мыльный раствор, спица или толстая игла, ножницы.

Ход работы

Разделить шерсть на комочки одинакового размера. Из каждого комочка сформировать шарик, загнув боковые части, верхний и нижний хвостики в серединку. Потереть комок шерсти, чтобы он стал плотным и не разваливался. Затем пропитать его мыльным раствором и свалять.

Рисунок 58. Бусы «Нежность»

Его можно тереть, катать сначала пальцами, затем ладонью, сжимая все сильнее. Когда шарик станет упругим и плотным, сполоснуть его теплой водой и высушить. Остальные бусины сделать точно так же.

В готовых бусинах сделать отверстия с помощью толстой иголки или спицы. Затем нанизать на металлизированную нить поочередно 5–6 прозрачных бисерин, готовую бусину, одну валяную бусину. Закончить бусы бисеринками. На концы нити прикрепить застежку (рис. 58).

Бусы «Черная ночь»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть черного цвета, желтая шерстяная нить, черный прозрачный стеклярус, застежка для бус, мыльный раствор, толстая игла, ножницы.

Ход работы

Всю шерсть распушить и разделить на комочки одинакового размера. Из каждого комочка сформировать шарик. Когда он станет плотным, пропитать его мыльным раствором. Затем свалять, катая сначала пальцами, потом ладонями. Когда шарик станет упругим и плотным, сполоснуть его теплой водой и высушить. Остальные бусины сделать точно так же. Собрать бусы. Для этого обшить бусину желтой нитью, несколько раз проводя иглу точно через центр бусины.

При этом нить должна обвивать бусину с разных сторон. Затем нанизать на нее три штуки стекляруса и вновь прошить бусину. Таким образом выполнить все бусы. Концы нити связать и спрятать узелок между стеклярусом (рис. 59).

Рисунок 59. Бусы «Черная ночь»

Браслет

Вам потребуется

Кардочесная шерсть красного и белого цветов, эластичная лента, мыльный раствор, спица или толстая игла, ножницы.

Ход работы

Распушенную красную и белую шерсть отдельно друг от друга разделить на равные комочки. Скатать из них шарики. Для этого боковые части шерсти загнуть в середину. Затем также в середину заправить нижний и верхний хвостики. Мять пальцами комочек, придавая ему форму шара. Пропитать его мыльным раствором. Свалять, катая заготовку сначала пальцами, затем ладонями. При этом постепенно следует увеличивать давление на шарик. Если заготовка постоянно выскальзывает из рук, то лишнюю влагу надо отжать. Когда шарик сваляется, промыть его теплой водой и высушить. Остальные бусины сделать точно так же.

В готовых бусинах сделать отверстия с помощью толстой иголки или спицы. Затем нанизать на эластичную тесьму бусины, чередуя их по цвету. Концы тесьмы сшить (рис. 60).

Рисунок 60. Браслет

Колье «Первая весна»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-зеленого, белого, желтого цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, ножницы, мат для валяния или клеенка.

Ход работы

На мате для валяния или клеенке разложить расчесанную белую шерсть в форме круга. Пряди шерсти надо класть в разном направлении. В центре круга поместить комочек желтой шерсти и накрыть его тонким слоем желтой шерсти. Это поможет привалять его.

Если не удалось свалять плоское изделие, то можно из него вырезать кусочки разной формы и сделать из них аппликацию или бусины.

Надо сделать кольцо. Для этого прядь светло-зеленой шерсти накрутить на палец, оставив небольшой хвостик. Кольцо прикрепить к цветку. Для этого оставшиеся хвостики надо развести в стороны и прижать к цветку. Смочить всю конструкцию мыльным раствором и привалять.

Сделать чашелистики: зеленую шерстяную прядь продеть в кольцо, смочить мыльным раствором и привалять к цветку. Теперь надо всю шерсть цветка смочить мыльным раствором и свалять, начиная с его середины. Следует тереть и гладить полотно, постепенно усиливая давление. Затем свалять само кольцо.

После того как кольцо сваляется, надо перевернуть цветок на лицевую сторону и свалять его с другой стороны. Если необходимо, то добавить еще мыльного раствора. При валянии цветка надо следить, чтобы он сохранил нужную форму.

Желтые мелкие цветы выполнить точно так же. Только середину заполнить светло-зеленой шерстью. Кольцо крепления делать не стоит.

После этого выполнить основу колье, для чего длинную прядь светло-зеленой шерсти скрутить спиралью, намочить мыльным раствором и свалять. Для листочков надо кусочки светло-зеленой шерсти разложить в виде овальных лепешек. Намочить мыльным раствором и свалять. Для этого их надо тереть и гладить в разных направлениях. Когда листочки будут наполовину готовы, прикрепить их к основе колье, смочив нужные места мыльным раствором. Также можно готовые листочки и цветы просто пришить к основе нитками в тон (рис. 61).

Рисунок 61. Колье «Первая весна»

Резинка для волос «Маки»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть красного, черного, зеленого цветов, иголки для валяния «звездочка» № 34, 36, обратная иголка № 40, резинка для волос, швейная иголка, нитки, ножницы, мат для валяния.

Рисунок 62. Резинка для волос «Маки»

Ход работы

Красную шерсть разделить на несколько одинаковых комочков. Каждый комочек разложить на мате для валяния или клеенке в форме лепестка. Пряди шерсти надо класть в разном направлении. Звездчатыми иголками для валяния уплотнить лепестки с одной стороны. Сразу же при этом надо придавать им округлую форму. Нижняя часть лепестка должна быть пушистой. Готовые лепестки выложить в круг, накладывая их один над другим, и привалять друг к другу. Небольшой комочек черной шерсти прикрепить к серединке цветка в виде сердцевины. Поверх нее привалять тонкую прядку зеленой шерсти.

Выполнить зеленый листочек. Для этого распушенную зеленую шерсть выложить овалом и свалять. Затем привалять к цветку. Перевернуть цветок и свалять его с обратной стороны. Затем пришить готовый цветок к резинке для волос (рис. 62).

Заколка для волос «Ромб»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть красного, голубого, сиреневого цветов, бусина, иголки для валяния «звездочка» № 34, 36, обратная иголка № 40, леска, иголка для шитья, нитки, заколка для волос, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Всю шерсть распушить и разделить на несколько одинаковых комочков. Каждый комочек сложить пополам и скрутить спиралью. Выложить на мат для валяния. Звездчатыми иголками разного размера уплотнить каждую заготовку, придавая им форму брусков со скошенными краями. Места соединения у каждой детали оставить пушистыми. Края деталей должны быть четкими. Для этого все ворсинки надо заворачивать при валянии в середину заготовки. Затем прикрепить обратной иголкой четыре голубых бруска вместе в виде ромба. К этой фигуре привалять с двух сторону красные бруски, затем сиреневые. Пришить в середину ромба крупную бусину. Готовую деталь прикрепить леской к заколке для волос (рис. 63).

Рисунок 63. Заколка для волос «Ромб»

Брелок «Треугольники»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть красного, голубого, сиреневого цветов, металлическое кольцо, тонкая проволока, иголки для валяния «звездочка» № 34, 36, обратная иголка № 40, толстая игла или спица, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Распушить шерсть красного цвета. Выложить ее на мат в форме треугольника. Пряди шерсти надо класть в разном направлении в несколько слоев. Звездчатыми иголками уплотнить заготовки со всех сторон. Сразу же надо контуры деталей сделать довольно четкими, заправляя все ворсинки в середину заготовки.

Рисунок 64. Брелок «Треугольники»

В готовых треугольниках сделать спицей или толстой иглой отверстия, протыкая детали полностью, и вставить в них кусочки тонкой проволоки. Прикрепить треугольники к кольцу для брелока (рис. 64).

Комплект «Оранжевое лето»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть фиолетового, оранжевого, розового цветов, мелкие сиреневые, фиолетовые и розовые бусины, проволока, застежка для колье или бус и браслета, мыльный раствор, пупырчатая пленка, спица или толстая игла, ножницы.

Ход работы

Полосатые бусины выполнить из шерсти разных цветов. Сначала из прядки оранжевой шерсти сформировать шарик. Для этого боковые части шерсти свернуть в серединку. Затем нижний хвостик поднять вверх и согнуть. Верхнюю часть прядки также загнуть в середину. Мять пальцами комочек, придавая ему форму шара. После этого обернуть шарик тонким слоем расчесанной фиолетовой шерсти и вновь катать. Затем сделать следующий слой из розовой шерсти. Обернуть шарик тонким слоем фиолетовой шерсти и вновь немного помять пальцами. Закончить оранжевой шерстью.

Готовый шарик пропитать мыльным раствором. После этого его надо тереть, катать, мять в руках, постепенно усиливая давление. Когда он станет плотным и упругим, прополоскать его в теплой воде, еще немного покатать между ладошками и высушить. Выполнить пять таких шариков. Затем разрезать каждый из них на две равные половинки.

Для круглых бусин оранжевую шерсть распушить и сформировать из нее шарик, точно так же, как и для предыдущей бусины. Опустить его в мыльный раствор. Шерсть должна полностью пропитаться. Затем вынуть шарик из раствора и катать сначала пальцами, затем ладошками, постепенно, по мере уваливания, увеличивая давление. Когда шарик станет упругим и плотным, его надо промыть теплой водой и вновь покатать между ладошками. Высушить. Всего изготовить семь оранжевых бусин. В готовых бусинах сделать отверстия с помощью толстой иголки или спицы.

Затем нанизать на проволоку поочередно готовые розовую, сиреневую, фиолетовую бусины, полосатую бусину, затем вновь готовые фиолетовую, сиреневую, розовую бусины, оранжевую бусину и вновь повторить очередность всех бусин. Таким образом выполнить все бусы. Закончить бусы готовыми бусинами. На браслете можно чередовать полосатые бусины с оранжевыми, разделяя их готовыми бусинами. На концы проволоки прикрепить застежку для колье или бус. На конце проволоки браслета также прикрепить застежку.

Резинка для волос «Человечек»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть бежевого, оранжевого цветов, круглые зеленые бусины, сухая пастель, клей «Секунда», кисточка, иглы для валяния крученые № 34 и 36, 38, 40, резинка для волос, швейная иголка, нитки, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Комок бежевой шерсти распушить и сформировать овал. Свалять из него голову человечка иголками разных размеров, начиная с самой толстой. Затем из маленьких комочков бежевой шерсти сформировать три шарика для носа и щек. Свалять их кручеными иголками, оставляя места соединения пушистыми, и прикрепить к голове. Тонкой иголкой выделить линию рта и глазницы. Привалять тонкую прядку малиновой пряжи к месту расположения рта. Из бежевой шерсти сделать ушки в виде овалов. Для того чтобы края получились ровными, их надо во время валяния подогнуть. Хорошо уплотнить ушки тонкой иголкой. Место соединения оставить пушистым. Привалять ушки к голове.

После чего привалять оранжевые прядки в виде волос. Заплести две косички. Сухой пастелью затонировать все лицо, выделяя рот, глаза, брови и щечки. Готовую голову пришить к резинке для волос.

Детское колье «Вишенки»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, красного, коричневого цветов, тонкая проволока, кожаный шнурок, застежка для колье или бус, мыльный раствор, спица или толстая игла, швейная игла, нитки, ножницы.

Ход работы

В первую очередь надо сделать вишенки. Для этого из одинаковых кусочков красной шерсти сформировать шарики. Следует помнить, что шерсть садится при уваливании, поэтому ее надо взять немного больше. Уплотнить их, катая пальцами, затем опустить в мыльный раствор. Шерсть должна полностью пропитаться. Затем катать сначала пальцами, затем ладошками, увеличивая давление на шерсть. Когда шарик станет упругим и плотным, его надо промыть теплой водой и вновь покатать между ладошками. Высушить.

Оставшийся после валяния мыльный раствор можно сохранить до следующего раза. Для этого его надо перелить в емкость и плотно закрыть крышкой. Он со временем загустевает, поэтому перед использованием его надо развести водой.

Все валяные бусины проткнуть спицей или толстой иглой. Вставить кусочки проволоки и обмотать их коричневой шерстью. Свалять мокрым способом. Намочить мыльным раствором и покатать, при этом надо обратить особое внимание на место соединения черенка с вишенкой.

Распушенную зеленую шерсть положить на клеенку в виде листочка. Прядки шерсти класть в разные стороны. Намочить заготовку и тереть пальцами, затем свернуть, покатать, вновь развернуть и скатать в другую сторону.

Когда листочек станет плотным, сполоснуть его теплой водой и высушить.

Остальные листики выполнить точно так же. Некоторые листочки пришить к вишенкам, а другие – к черенкам. Сами черенки пришить к кожаному шнурку. На концы шнурка прикрепить застежку (рис. 65).

Рисунок 65. Детское колье «Вишенки»

Браслет для дочки

Вам потребуется

Кардочесная шерсть белого, розового, сиреневого цветов, мелкие прозрачные бусины, эластичная тесьма, мыльный раствор, спица или толстая игла, швейная иголка, нитки, ножницы.

Ход работы

Для круглых бусин шерсть надо разделить на комочки одинаковой величины и хорошо ее распушить. Сформировать из них шарики. Для этого боковые части шерсти загнуть в серединку. Затем нижний хвостик согнуть вверх. Верхнюю часть прядки также загнуть в середину. Мять пальцами комочек, придавая ему форму шара. Когда он станет более плотным, пропитать его мыльным раствором. Начать валять, катая пальцами и ладонями, постепенно увеличивая давление на шарик. Когда шарик станет упругим и плотным, его надо промыть теплой водой. Высушить. Остальные бусины изготовить по такой же технологии.

Все валяные бусины проткнуть спицей или толстой иглой. Нанизать бусины на эластичную тесьму. Концы тесьмы сшить и спрятать между бусинами.

Комплект «Летнее небо»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть голубого, желтого цветов, эластичная тесьма, мелкие прозрачные бусины, мыльный раствор, проволока, застежка для колье или бус, швензы, спица или толстая игла, ножницы.

Ход работы

Шерсть распушить и разделить на комочки. Они могут быть разной величины. Из каждого комочка сформировать шарик, загибая сначала боковые стороны в середину, затем верхний и нижний хвостики. Мять и катать пальцами полученный комочек, придавая ему форму шара. Когда он уплотнится, пропитать его мыльным раствором. Затем катать сначала пальцами, затем ладошками, постепенно увеличивая давление на шарик. Затем его надо вымыть теплой водой. Высушить. Остальные круглые бусины из голубой и желтой шерсти сделать точно так же. Каплевидные бусины выполнить по-другому. В первую очередь следует смешать прядки голубой и желтой шерсти. При этом один цвет должен быть доминирующим. Можно кусочек голубой шерсти обмотать тонкой прядкой желтой шерсти или наоборот. Затем сформировать овал и заострить его с одной стороны. Покатать между ладонями. Пропитать мыльным раствором и валять сначала пальцами, затем ладонями, постепенно усиливая давление по мере уваливания. Готовые бусины промыть в теплой воде и высушить. Выполнить семь каплевидных бусин. Все валяные бусины проткнуть спицей или толстой иглой. Каплевидные бусины надо протыкать в узкой части. Затем нанизать бусины на проволоку. В середине разместить каплевидные бусины, чередуя их с круглыми. Между бусинами расположить готовые прозрачные бусинки. На края проволоки прикрепить застежку для колье или бус. Для браслета все бусины нанизать на эластичную тесьму в том же порядке, что и на бусах. Для серег на проволоку нанизать сначала каплевидную бусину, затем круглую и закрепить вверху швензу. Вторую серьгу сделать точно так же.

Брошь «Сердечко»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть синего, красного и темно-красного цветов, бисер красных цветов, застежка для броши, иглы для валяния «звездочка» № 34 и 36, обратная игла № 38, нитки, швейная игла, мат для валяния.

Ход работы

Расчесать синюю шерсть и уложить ее на мат для валяния в виде сердечка. Затем поперек него выложить второй слой шерсти. Далее выполнить еще два слоя, повторяя первые два. Звездчатыми иголками уплотнить заготовку.

Затем из красной и темно-красной шерсти выполнить два сдвоенных сердечка. Они должны быть меньшего размера и полностью умещаться на синем сердечке. Свалять деталь звездчатыми иголками. Затем уплотнить обратной иголкой. Пришить сдвоенные сердечки на синее сердце. Затем пришить бусины. Закрепить на обратной стороне застежку для брошки (рис. 66).

Рисунок 66. Брошь «Сердечко»

Кулон «Небесные дали»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть голубого цвета, мохеровая нить белого цвета, тонкий белый шнурок, цепочка серебристого цвета, мыльный раствор, толстая игла, ножницы.

Ход работы

Изготовить каплевидную бусину. Расчесать голубую шерсть и соединить ее с белой мохеровой нитью. Затем сформировать овал и заострить его с одной стороны. Помять пальцами, покатать между ладонями. Пропитать мыльным раствором и валять сначала пальцами, затем ладонями, постепенно усиливая давление по мере уваливания. Бусина должна быть плотной и упругой. Готовую бусину вымыть в теплой воде и высушить. Толстой иголкой прикрепить петельку из белого шнурка к заостренной части бусины. Затем нанизать ее на серебристую цепочку.

ЦВЕТЫ ИЗ ВАЛЯНОЙ ШЕРСТИ

Тюльпан

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, красного, черного цветов, стеклярус, бисер, выкройка лепестка, мыльный раствор, пупырчатая пленка, полиэтиленовая пленка, проволока, нитки, иголка, ножницы.

Ход работы

Для тюльпана понадобится выкройка, состоящая из двух соединенных лепестков. Ее надо сделать на 1/3 больше предполагаемого размера, так как шерсть сядет во время валяния.

Поместить на выкройку полиэтиленовую пленку и выложить на нее прядки красной шерсти, кладя их вдоль.

Следующий слой выполнить поперек, третий слой сделать точно так же, как и первый – вдоль выкройки. Смочить заготовку мыльным раствором и перевернуть вместе с пленкой.

Затем выложить второй ряд лепестков, предварительно повернув выкройку перпендикулярно первому слою лепестков. Также пропитать его мыльным раствором. Накрыть пупырчатой пленкой. Свалять цветок. Для этого его надо тереть, мять, сворачивать рулоном и катать.

Далее в пленке сделать отверстие и потереть пальцем, чтобы серединки лепестков соединись. После этого каждый лепесток надо валять дальше отдельно. Края при этом следует подогнуть в серединку, чтобы они получились аккуратными.

Готовый цветок вымыть в теплой воде. Все лепестки расправить и придать им нужную форму. Высушить.

Для валяния листочка зеленую шерсть распушить и выложить несколькими слоями в форме листочка. Намочить мыльным раствором и валять пальцами и ладонями. Сполоснуть теплой водой и высушить. Затем пришить листочек к цветку.

Серединку сделать из стекляруса и бисера. На проволоку нанизать стеклярус, затем несколько бисеринок, после чего пропустить конец проволоки вновь через стеклярус и закрепить все в серединке цветка.

Лилия

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, желтого, белого цветов, стеклярус, бисер, мыльный раствор, звездчатая игла для валяния № 38, пупырчатая пленка, нитки, швейная иголка, ножницы.

Ход работы

На пупырчатую пленку выложить пряди зеленой шерсти в виде звезды. Надо выполнить 3–4 слоя. Смочить шерсть мыльным раствором. Кончики шерсти в звезде соединить, сделав их острыми. Поверх разложить второй слой пупырчатой пленки и скатать все в трубочку.

Всю конструкцию катать руками. После чего убрать верхнюю пленку и тереть заготовку в руках, поворачивая ее по кругу. Затем покатать между ладонями. Вымыть деталь в чистой воде.

Теперь ее надо сделать выпуклой. Для этого надеть деталь на палец так, чтобы серединка оказалась точно на кончике пальца, и покрутить вокруг него, чтобы звездочка обрела нужную форму. Высушить деталь.

Лепестки у цветов часто бывают очень мелкими. Поэтому для того чтобы они получились ровными, без зазубрин, пряди шерсти надо складывать петлей.

Для лепестков белую шерсть распушить и выложить на пупырчатую пленку пятью слоями по кругу. Каждый слой должен быть перпендикулярен предыдущему. Для выделения прожилок лепестков надо тонкие прядки зеленой шерсти выложить от центра детали к краям. Намочить заготовку мыльным раствором.

Края немного подогнуть к центру, придавая ей нужную форму. Накрыть пупырчатой пленкой и свернуть в трубочку. Катать ее, сваливая шерсть в детали.

Далее надо сформировать трилистник, для чего края круга растянуть в разные стороны. Полученному трилистнику придать выпуклую форму точно так же, как и чашелистикам. Поставить палец на середину заготовки, другой рукой сжать заготовку вокруг пальца. Промыть и высушить деталь. При необходимости подровнять края ножницами.

Затем обработать их звездчатой иглой № 38. Точно так же выполнить второй трилистник. Только он должен быть немного больше первого.

Надо отметить, что лепестки можно оставить немного недовалянными, так они будут выглядеть натуральнее

Для пестика прядку желтой шерсти намочить и сложить несколько раз. Затем катать ее между ладошками. Сразу сильно нажимать на деталь нельзя, иначе появятся складки, которые невозможно будет убрать. Давление можно усиливать постепенно, по мере сваливания. Вымыть пестик и высушить.

Собрать цветок. Сложить в чашелистик лепестки и пестик и прошить все ниткой с иголкой. Затем для крепости звездчатой иголкой № 38 привалять все детали. Украсить пестик готового цветка стеклярусом и бисером (рис. 67).

Рисунок 67. Лилия

Ромашка

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, желтого, белого цветов, звездчатые иглы № 36, 38, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Белую шерсть разделить на одинаковые прядки. Каждую прядку сложить пополам и свалять звездчатыми иголками разной толщины.

Сначала надо пройтись иголками в середине лепестка, затем по его краям. При этом иголку лучше немного наклонить. Затем перевернуть лепесток на другую сторону и уплотнить деталь. В конце обработать иголкой весь периметр лепестка для его укрепления. Выполнить 16–18 лепестков. Далее сделать чашелистик, к которому будут крепиться все лепестки.

Если вы хотите, чтобы внешние края лепестков были немного загнуты вверх, то в этом случае шерсть надо разложить в два слоя: сначала по радиусу цветка, затем по направлению окружности. Далее получившийся круг следует надрезать, придавая лепесткам нужную форму.

Сформировать из зеленой шерсти лепешку и свалять ее иголками для плотности. Затем лепестки по одному надо тонкой звездчатой иглой привалять к чашелистику в два круга. Во втором круге лепестки расположить между лепестками первого круга.

Для серединки из желтой шерсти сделать небольшую округлую лепешку. Свалять ее звездчатыми иголками. Затем наложить поверх лепестков и прикрепить иглами для валяния. При этом не следует пробивать весь слой шерсти иголкой. Иначе низ получится пушистым.

Для листочка зеленую шерсть выложить на мат для валяния в виде листка. Свалять, как и лепестки, пройдясь звездчатыми иголками от середины к краям.

Особо надо обратить внимание на края детали. Затем привалять листочек к цветку. Второй листочек сделать точно так же и прикрепить к другой стороне ромашки.

Ночной цветок

Вам потребуется

Кардочесная шерсть темно-фиолетового, фиолетового, светло-фиолетового, голубого, розового цветов, бисер, мыльный раствор, звездчатая игла для валяния № 38, пупырчатая пленка, нитки, швейная иголка, ножницы.

Ход работы

Для лепестков надо всю шерсть распушить и выложить на пупырчатую пленку несколькими слоями по кругу радиально. Первый слой выполнить из темно-фиолетовой шерсти.

Второй слой выложить прядками фиолетовой шерсти. В третьем слое разложить светло-фиолетовую шерсть. Последний слой сделать смешанным: между прядками светло-фиолетовой шерсти разложить розовую шерсть и тонкие прядки голубой шерсти. В каждом слое пряди должны быть выложены в другом направлении.

Намочить заготовку мыльным раствором. Накрыть пупырчатой пленкой и свернуть в трубочку. Катать ее, сваливая шерсть. Снять пленку и подровнять края, немного подогнув их к центру.

Далее вновь накрыть пленкой и продолжить валяние. Для этой цели можно использовать скалку. Ножницами надрезать заготовку, разделяя ее на лепестки. Они должны быть равной толщины.

Края лепестков закруглить и тщательно свалять звездчатой иголкой № 38. Промыть и высушить деталь. Точно так же выполнить вторую деталь, сделав ее больше на 2–3 см в диаметре.

Для пестика прядку желтой шерсти намочить и сложить несколько раз. Затем катать ее между ладошками. Сразу сильно нажимать на деталь нельзя, иначе появятся складки, которые невозможно будет убрать. Давление можно усиливать постепенно, по мере сваливания. Промыть пестик и высушить. Собрать цветок. Сложить обе детали и прошить все ниткой с иголкой. Затем в серединку пришить бисер.

Мак

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, светло-зеленого, светло-красного, красного, черного цветов, стеклярус, бисер черного цвета, крупная бусина светло-зеленого или лимонного цвета, мыльный раствор, пупырчатая пленка, проволока, нитки, швейная иголка, ножницы.

Ход работы

На пупырчатую пленку выложить расчесанные прядки красной шерсти, кладя их в виде округлого лепестка. Выполнить еще три слоя, выкладывая прядки шерсти каждый раз в противоположном направлении.

В последнем слое на края лепестков выложить тонкие прядки светло-красной шерсти, а их основание покрыть тонким слоем черной шерсти. Смочить заготовку мыльным раствором. Накрыть лепесток пупырчатой пленкой. Свалять цветок.

Для этого его надо тереть, мять, можно свернуть рулоном и катать, затем развернуть и вновь свернуть в другом направлении, и вновь покатать. Снять пленку и посмотреть края лепестка. Если они неровные, то их надо немного подогнуть в серединку.

Затем снова накрыть пупырчатой пленкой и валять дальше. Готовый цветок промыть в теплой воде. Остальные лепестки сделать аналогично. Все лепестки расправить и придать им нужную форму. Высушить.

Готовые лепестки сшить иголкой и ниткой, соединив их в цветок. Для валяния листочка зеленую шерсть распушить и выложить несколькими слоями в виде листочка. В каждом слое шерсть надо класть в противоположном направлении. В последнем слое выложить светло-зеленую шерсть между прядками зеленой шерсти в виде бликов. Намочить мыльным раствором, накрыть пупырчатой пленкой и валять пальцами и ладонями.

Сполоснуть теплой водой и высушить. Затем пришить листочек к цветку. В серединку цветка пришить крупную бусину. Тычинки сделать из стекляруса и бисера. На проволоку нанизать стеклярус, затем несколько бисеринок, после чего пропустить конец проволоки вновь через стеклярус и закрепить все в серединке цветка (рис. 68).

Рисунок 68. Мак

Анютины глазки

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, светло-зеленого, темно-зеленого, светло-фиолетового, фиолетового, темно-фиолетового, голубого, светло-голубого, желтого цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, обратная иголка № 38, ножницы.

Ход работы

На пупырчатую пленку выложить расчесанные прядки темно-фиолетовой шерсти в виде округлого лепестка. Прядки шерсти класть по кругу. На них положить второй слой шерсти, выкладывая прядки в другом направлении. В третьем ряду выложить прядки темно-фиолетовой и фиолетовой шерсти.

В последнем слое края лепестков сделать темно-фиолетовыми, в серединку выложить фиолетовые, светло-фиолетовые прядки.

Ближе к основанию выложить голубую шерсть, а само основание сделать светло-голубым. Сверху в виде жилок положить тонкие прядки темно-фиолетовой шерсти.

Все лепестки сделать разного размера. Всего надо сделать пять лепестков. Самые крупные лепестки можно сделать полностью темными. Смочить их мыльным раствором, накрыть пупырчатой пленкой.

Начать валяние, для чего детали надо тереть, мять, можно свернуть рулоном и катать, затем развернуть и вновь свернуть в другом направлении, и вновь покатать.

Во время валяния следует обратить внимание на края – если они получились неровными, то их надо немного загнуть в серединку. Затем продолжить валяние.

Когда все детали станут плотными, промыть их в теплой воде. Для того чтобы лепестки получились вогнутыми, их следует сушить на любой вогнутой поверхности, например на ложках. Высушить. Готовые лепестки соединить в цветок. Причем самые крупные детали должны находиться сверху и сзади, а мелкие и со светлым основанием – в середине и внизу. Обратной иголкой № 38 привалять лепестки между собой.

Комочек желтой шерсти скрутить в шарик, смочить мыльным раствором и свалять. Сполоснуть теплой водой и высушить. Привалять его в центр цветка.

Для валяния листочка зеленую шерсть распушить и выложить несколькими слоями в виде листочка.

В каждом слое прядки расположить в противоположном направлении. В последнем слое выложить светло-зеленую шерсть на края листочка и темно-зеленую шерсть в середину в виде прожилок.

Смочить мыльным раствором, накрыть пупырчатой пленкой и валять, катая заготовку. Сполоснуть теплой водой и высушить. Затем привалять обратной иглой к цветку.

Орхидея

Вам потребуется

Кардочесная шерсть белого, розового, светло-розового цветов, темно-розовая бусина, мыльный раствор, звездчатая игла для валяния № 38, пупырчатая пленка, нитки, швейная иголка, ножницы.

Ход работы

Все лепестки сразу выкладываются одним кругом. Первые три слоя выполнить из распушенной белой шерсти.

Причем пряди в каждом следующем слое надо выкладывать в противоположном направлении. В последнем слое в середину заготовки добавить кусочек светло-розовой шерсти и тонкую прядь розовой.

Намочить круг мыльным раствором. Накрыть пупырчатой пленкой и свернуть в трубочку. Катать ее, постепенно увеличивая давление. Время от времени заготовку надо переворачивать на другую сторону и валять дальше.

Затем убрать пупырчатую пленку. Ножницами надрезать заготовку, разделяя ее на лепестки. Обработать края лепестков, придавая им нужную форму и уплотняя звездчатой иголкой № 38. Готовые лепестки соединить в цветок.

Промыть теплой водой и высушить цветок. Затем пришить в центр цветка розовую бусину.

Незабудка

Вам потребуется

Кардочесная шерсть салатового, бирюзового, белого цветов, бисер в тон шерсти, крупная бусина, акриловый лак, клей «Секунда», крученые иголки № 36, 38, 40, проволока, мочалка, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Кусочек проволоки согнуть в форме лепестка. Тонкую прядь бирюзовой шерсти окрутить вокруг проволоки. После чего на мат для валяния выложить в виде лепестка бирюзовую шерсть слоем толщиной не менее 1 см. А сам лепесток должен быть на 5 мм больше каркаса. На одну сторону выложить немного белой шерсти.

Теперь можно начать валять заготовку кручеными иголками сначала толстой № 36, затем более тонкой № 38. Перевернуть деталь и уплотнить шерсть с другой стороны.

После этого на заготовку положить каркас из проволоки. Края лепестка загнуть на каркас и свалять их тонкой иглой. Уплотнить весь лепесток крученой иглой № 40, особо уделяя внимание краям. Лепесток удобнее валять по кругу. Остальные лепестки выполнить аналогично.

Листочек выполнить по такой же технологии, только из шерсти салатового цвета. Готовые детали надо пропитать акриловым лаком и просушить. Затем собрать лепестки в цветок и скрутить концы проволоки. Прикрутить с одной стороны листочек. В середину приклеить бусину, а вокруг нее расположить бисер (рис 69).

Рисунок 69. Незабудка

Тигровая лилия

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, оранжевого, темно-оранжевого, темно-коричневого цветов, стеклярус, бисер, мыльный раствор, звездчатая игла для валяния № 38, пупырчатая пленка, леска, нитки, иголка, ножницы.

Ход работы

На пупырчатую пленку для чашелистика выложить пряди зеленой шерсти в виде звезды. Выложить 4–5 слоев. Смочить шерсть мыльным раствором. Кончики шерсти на краях соединить, сделав их острыми. Накрыть пупырчатой пленкой и скатать все в трубочку. Покатать руками.

Затем продолжить валяние, держа заготовку руками. Промыть деталь в чистой воде. Придать ей форму: надеть деталь на палец так, чтобы серединка оказалась точно на кончике пальца, и прогладить от серединки к краям чашелистика. Высушить деталь.

Для лепестков оранжевую шерсть распушить и выложить на пупырчатую пленку пятью слоями по кругу. Каждый слой должен быть перпендикулярен предыдущему.

В последнем ряду в центре круга выложить темно-оранжевую шерсть и небольшие комочки темно-коричневой шерсти в виде точек. Смочить заготовку мыльным раствором. Края немного подогнуть к центру, придавая ей нужную форму. Накрыть пупырчатой пленкой и свернуть в трубочку. Катать ее, сваливая шерсть в детали.

Далее выделить отдельные лепестки. Для этого надо края круга растянуть в разные стороны. Придать детали выпуклую форму, точно так же, как и чашелистику.

Промыть и высушить деталь. Затем обработать края лепестков звездчатой иглой № 38.

Для пестика прядку темно-коричневой шерсти намочить и сложить несколько раз. Затем катать ее между ладошками. Промыть готовый пестик и высушить.

Собрать цветок. Вложить в чашелистик лепестки и пестик и прошить все ниткой с иголкой. Затем для крепости звездчатой иголкой № 38 привалять все детали. Нанизать на леску стеклярус и несколько бисеринок.

Затем пропустить конец лески вновь через стеклярус так, чтобы бисеринки образовали петлю. Закрепить полученную тычинку в цветке. Остальные тычинки сделать аналогично (рис. 70).

Рисунок 70. Тигровая лилия

Астра

Вам потребуется

Кардочесная шерсть фиолетового, светло-фиолетового, сиреневого, розового цветов, бисер, мыльный раствор, крученая игла для валяния № 38, пупырчатая пленка, нитки, швейная иголка, ножницы.

Ход работы

Всю шерсть распушить и выложить на пупырчатую пленку прядки фиолетовой шерсти радиально по кругу. Во втором слое выложить шерсть по окружности.

В последнем слое между прядками фиолетовой шерсти положить тонкие прядки светло-фиолетовой шерсти. В каждом слое пряди должны быть выложены в противоположном направлении. Смочить заготовку мыльным раствором. Накрыть пупырчатой пленкой и свернуть в трубочку. Катать ее, сваливая шерсть. Снять пленку и подровнять края, немного подогнув их к центру.

Далее вновь накрыть пленкой, катать и мять дальше. Ножницами надрезать заготовку, разделяя ее на узкие лепестки. Они должны быть равной толщины.

Края лепестков немного закруглить и тщательно свалять крученой иголкой № 38. Промыть и высушить деталь. Аналогично выполнить вторую деталь, сделав ее больше на 2–3 см в диаметре, и еще три детали. Причем каждый следующий круг лепестков должен быть меньше предыдущего. Второй круг сделать из светло-фиолетовой шерсти с небольшими вкраплениями сиреневых прядок. Третий круг сделать из сиреневой шерсти, а последний – из смешанной сиреневой и розовой шерсти.

Собрать цветок. Надо сложить все детали друг на друга и прошить ниткой с иголкой. Затем в серединку пришить бисер.

Роза (1-й вариант)

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, красного, темно-красного, бордового цветов, звездчатые иголки № 36, 38, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Всю шерсть разделить на прядки. Они должны быть разной величины. Каждую прядку сложить петелькой. В серединке петельки разложить шерсть. Свалять деталь звездчатыми иголками разной толщины.

Сначала надо пройтись иголками в середине лепестка, затем по его краям. При этом иголку лучше немного наклонить. Затем перевернуть лепесток на другую сторону и уплотнить деталь.

В конце надо обработать иголкой весь периметр лепестка для его укрепления. Сделать 18–20 лепестков разного размера из красной, темно-красной и бордовой шерсти. Причем из бордовой шерсти выполнить маленькие лепестки, а из красной самые крупные.

Изготовить чашелистик. Сформировать из зеленой шерсти звездочку (ее лучи могут быть разной длины). Кончики лучей скрутить. Свалять заготовку иголками. Затем лепестки по одному надо тонкой звездчатой иглой привалять к чашелистику в два круга. Во втором круге лепестки расположить между лепестками первого круга.

Если при изготовлении цветов шерсть раскладывать по радиусу из центра цветка, то регулировать количество лепестков будет очень просто. Также именно на данном этапе можно легко задать нужную форму лепесткам. Этот способ отлично походит для цветов с множеством лепестков, таких, как хризантема.

Для листочка зеленую шерсть в форме овальной лепешки выложить на мат для валяния. Свалять, как и лепестки, пройти звездчатыми иголками от середины к краям. Особо надо обратить внимание на края детали. Собрать розу.

Начинать собирать надо с самого маленького лепестка. Скрутить его трубочкой и прошить в основании. Вокруг него обернуть следующий лепесток немного большего размера и закрепить его несколькими стежками. Остальные лепестки пришить так же. Затем пришить чашелистик и листочек.

Цветок яблони

Вам потребуется

Шерсть мериносовая белого, розового, желтого, зеленого, коричневого цветов, волокна шелка или бамбука, мыльный раствор, пупырчатая пленка, звездчатая игла для валяния № 38, нитки, швейная иголка, ножницы.

Ход работы

Начать работу с выполнения тычинок. Взять небольшую прядь белой шерсти. Вокруг одного ее конца намотать тонкую прядь желтой шерсти и скатать данный конец в жгутик. Всего сделать шесть таких тычинок. Далее для лепестков выложить круг из распушенной белой шерсти. В каждом следующем слое надо выкладывать шерсть в противоположном направлении. В последнем слое выложить пряди шелка или бамбука в виде пятилучевой звезды. В центр круга выложить тонкие прядки розовой шерсти.

Смочить круг мыльным раствором. Накрыть пупырчатой пленкой и тереть пальцами. Затем перевернуть заготовку на другую сторону и продолжить валяние. Когда круг немного уплотнится, пленку убрать и валять дальше без нее. Взять заготовку в согнутую ладонь так, чтобы из детали получилась воронка с центром в середине круга. Повалять только серединку, придавая цветку нужную форму. Звездчатой иглой привалять тычинки пушистым концом к серединке цветка. Продолжить валяние дальше. Можно цветок свернуть в комочек и хорошо потереть.

Но время от времени его надо разворачивать, чтобы края лепестков не свалялись. Ножницами надрезать заготовку, разделяя ее на лепестки. Обработать края лепестков, придавая им нужную форму и уплотняя звездчатой иголкой № 38. Промыть теплой водой и высушить цветок. Зеленую шерсть сложить в форме овальной лепешки, смочить мыльным раствором и свалять листочек.

Из коричневой шерсти сделать веточку. Для этого прядь коричневой шерсти свернуть пополам, затем в спираль. Пропитать мыльным раствором и покатать как пластилиновую колбаску. Сполоснуть все детали в чистой воде и высушить. Затем пришить к цветку веточку и листочек.

Волшебный цветок

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, белого, сиреневого, светло-сиреневого, розового, голубого цветов, волокна хлопка, бисер, мыльный раствор, пупырчатая пленка, обратная иголка № 38, леска, ножницы.

Ход работы

Из белой распушенной шерсти выполнить лепесток в виде заостренного овала. Затем сформировать еще четыре таких же лепестка и сложить их в виде цветка. Причем основания лепестков должны лежать друг на друге. Теперь цветок надо раскрасить. Для этого тонкие прядки сиреневой, розовой, светло-сиреневой, голубой шерсти разложить на цветке в виде полосок и пятнышек.

Смочить заготовку мыльным раствором. Накрыть пупырчатой пленкой и валять. Для этого деталь надо тереть, мять, можно свернуть рулоном и катать, затем развернуть и вновь свернуть в другом направлении, и вновь покатать. Когда заготовка станет плотной, ее надо промыть в теплой воде.

Если края лепестков получились неровными, то их можно подровнять ножницами. Высушить. Комочек голубой шерсти скрутить в шарик, смочить мыльным раствором и свалять. Сполоснуть теплой водой и высушить. Привалять его в центр цветка. Для валяния листочка зеленую шерсть распушить и выложить несколькими слоями в форме листочка.

В каждом слое прядки расположить в противоположном направлении. Смочить мыльным раствором, накрыть пупырчатой пленкой и валять, катая заготовку. Сполоснуть теплой водой и высушить. Затем привалять обратной иглой к цветку. Нанизать бисер на леску и прикрепить к серединке цветка в виде тычинок. Выполнить жгутики. Шерсть разных цветов свернуть в жгутик. Смочить его мыльным раствором и покатать по пупырчатой пленке. Когда он будет плотным и упругим, сполоснуть его водой и свернуть в плоскую спираль, закрепить несколькими стежками. Высушить. Развернуть. Завитой усик готов. Прикрепить его к цветку. Выполнить еще два таких же усика (рис. 71).

Рисунок 71. Волшебный цветок

Желтое чудо

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, оранжевого, темно-желтого, желтого, светло-желтого, белого цветов, стеклярус, бисер, мыльный раствор, звездчатая игла для валяния № 38, пупырчатая пленка, нитки, швейная иголка, ножницы.

Ход работы

Зеленую прядь шерсти сложить пополам и скрутить спиралью. Свалять стебелек цветка, предварительно смочив его мыльным раствором. Сполоснуть водой и высушить. На пупырчатую пленку выложить пряди белой шерсти в виде звезды. Поверх них выложить пряди шерсти всех желтых и оранжевых оттенков. Всего сделать 4–5 слоев. Смочить шерсть мыльным раствором. Накрыть пупырчатой пленкой и начать валять руками.

Когда цветок будет наполовину готов, надо звездчатой иглой привалять к нему готовый стебель. Затем продолжить валяние, уже не накрывая заготовку пупырчатой пленкой. Зеленую шерсть распушить и выложить несколькими слоями в форме крупного округлого листочка. В каждом слое прядки расположить в противоположном направлении. Намочить мыльным раствором, накрыть пупырчатой пленкой и мять, комкать, катать заготовку.

Свалянный листок сполоснуть теплой водой и высушить. Затем пришить иглой к цветку. В серединку цветка пришить стеклярус и бисер.

Петунии

Вам потребуется

Кардочесная шерсть красного, светло-красного, темно-красного, бордового цветов, мелкие темные бусины, мыльный раствор, пупырчатая пленка, обратная иголка № 38, нитки, швейная иголка, ножницы.

Ход работы

В этом цветке надо сделать отдельно несколько лепестков. Но удобнее их выполнять одновременно, выкладывая на пупырчатый лист сразу все заготовки.

На пупырчатую пленку выложить расчесанные прядки красной шерсти по кругу в виде округлого лепестка. На них положить второй слой шерсти, выкладывая прядки в другом направлении.

Затем сделать еще два слоя шерсти. В последнем слое по краям лепестка расположить светло-красные прядки шерсти. Ближе к основанию выложить темно-красную шерсть, а само основание накрыть бордовой шерстью. Изготовить шесть лепестков (три больших и три среднего размера). Смочить лепестки мыльным раствором. Накрыть их пупырчатой пленкой.

Начать валяние, для чего детали надо тереть, мять, можно свернуть рулоном и катать, затем развернуть и вновь свернуть в другом направлении, и вновь покатать.

Во время валяния следует обратить внимание на края. Если они получились неровными, то их надо немного загнуть в серединку. Собрать все лепестки в два слоя и свалять цветок в основании. Когда лепестки прикрепятся друг к другу, надо немного вытянуть их в центре. Для этого цветок надеть на палец так, чтобы его центр пришелся ровно на кончик. Обернуть вокруг и немного потянуть. Затем продолжить валяние. Когда войлок сваляется, промыть лепестки в теплой воде. Высушить. Готовые лепестки соединить в цветок. Пришить в серединку цветка бусины (рис. 72).

Рисунок 72. Петунии

Роза (2-й вариант)

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, розового, темно-розового, красного цветов, лоскут зеленого крепшифона, лист картона, звездчатые иголки № 36, 38, ароматическая палочка, степлер, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Роза выполнена из отдельных лепестков трех величин. Для их изготовления потребуются шаблоны. Поэтому из картона надо вырезать три полоски длиной 19, 17 и 15 см и шириной 3 см. Согнуть большую полоску пополам и закрепить сгиб степлером. Затем скрепить края, наложив их друг на друга, и сформировать сердечко. Цветы, выполненные сухим валянием, получаются намного изящнее и нежнее, чем цветы, изготовленные мокрым способом. Но последние сделать намного проще, чем первые.

Цветы, выполненные сухим валянием, получаются намного изящнее и нежнее, чем цветы, изготовленные мокрым способом. Но последние сделать намного проще, чем первые.

Из других полосок сделать такие же шаблоны, только меньшего размера. Заполнить шаблон распушенной шерстью и свалять лепесток звездчатыми иголками разной толщины. Когда шерсть немного сваляется, заготовку вынуть из шаблона и свалять с другой стороны. Обработать края лепестков, втыкая иглу в сторону основания. Затем надо придать детали нужную форму.

Для этого с изнаночной стороны втыкать иглу в сторону основания до середины детали. Выполнить по пять лепестков с помощью каждого шаблона. Из красной шерсти свалять мелкие лепестки. Из темно-розовой шерсти свалять лепестки среднего размера, а из розовой шерсти свалять самые крупные лепестки. Собрать лепестки в цветок.

Начинать собирать его надо с самого маленького лепестка. Скрутить лепесток трубочкой и провалять тонкой иглой.

Вокруг него обернуть следующий лепесток немного большего размера и закрепить иголкой с наружной и внутренней стороны. Следующий лепесток должен находить немного на предыдущий. Остальные лепестки прикрепить точно так же.

Затем пройтись тонкой иглой сверху лепестков, закрепляя их у основания. Вырезать из лоскута ткани резной листочек. Обработать его края горящей ароматической палочкой (можно взять и любую другую, но эта тлеет дольше всех).

Для главной жилки согнуть лист пополам и осторожно, практически не прикасаясь к ткани, пройтись палочкой по сгибу. Остальные жилки сделать точно так же. Готовый листочек присборить и пришить к основанию.

Цветы шиповника

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, темно-зеленого, желтого, темно-розового, розового, светло-розового цветов, проволока, звездчатые иголки № 36, 38, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Розовую шерсть разделить на одинаковые прядки. Каждую прядку сложить петелькой и свалять звездчатыми иголками разной толщины. Сначала надо пройтись иголками в середине лепестка, затем по его краям. После этого наложить еще немного светло-розовой шерсти на края лепестка и темно-розовой шерсти в основание и продолжить уплотнять заготовку. Затем перевернуть лепесток на другую сторону и уплотнить деталь. В конце надо обработать иголкой весь лепесток по его периметру и края.

Выполнить еще четыре таких же лепестка. Сложить их кругом в виде цветка так, чтобы края их немного находили друг на друга, и скрепить между собой тонкой иглой. Для серединки надо из желтой шерсти сделать небольшую округлую лепешку. Свалять ее звездчатыми иголками.

Затем наложить поверх лепестков и прикрепить иголками для валяния. Для листочка зеленую шерсть выложить на мат для валяния в виде овального листика. Свалять его звездчатыми иголками разной толщины.

Особо надо обратить внимание на края детали. Отрезать от проволоки небольшой кусочек. Один его конец свернуть в кольцо, диаметр которого должен быть равен серединке цветка. Привалять к нему зеленую шерсть. Проволоку положить на обратную сторону цветка и накрыть зеленой шерстью. Уплотнить всю конструкцию иголками. Затем обернуть оставшуюся часть проволоки зеленой шерстью.

Лилия на каркасе

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-зеленого, желтого, малинового, коричневого, белого цветов, бисер в тон шерсти, проволока тонкая и толстая, клей «Секунда», крученые иголки № 36, 38, 40, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Кусочек тонкой проволоки согнуть пополам и придать ему форму лепестка. У основания перекрутить. На мат для валяния выложить белую шерсть в форме лепестка и немного свалять крученой иглой № 36. Затем сверху приложить проволоку и еще немного белой шерсти. Свалять все.

Перевернуть деталь и уплотнить шерсть с другой стороны. После этого выложить на готовый лепесток тонкие прядки малиновой и желтой пряжи и привалять их. Уплотнить весь лепесток крученой иглой № 40, особо уделяя внимание краям. Лепесток удобнее валять по кругу. Остальные пять лепестков выполнить точно так же. Для тычинок кусочек тонкой проволоки свернуть пополам так, чтобы на одном конце получился овал. Обмотать овал коричневой пряжей и закрепить звездчатыми иголками. Оставшийся конец обмотать желтой пряжей, привалять его.

Надо выполнить шесть таких тычинок. Для пестика светло-зеленую пряжу смешать с желтой и скатать ее в плотную колбаску. Свалять заготовку. Затем из коричневой и желтой пряжи сформировать треугольник и привалять его к верху колбаски. Готовые тычинки расположить вокруг пестика. Обернуть их тремя лепестками и привалять тонкой иглой № 40. Затем выполнить второй ряд лепестков, располагая их между лепестками первого ряда. Концы проволоки перекрутить, а сами детали свалять между собой. Это надо делать аккуратно, чтобы не сломать иголку, натыкаясь на проволоку.

Затем прикрутить к основанию цветка толстую проволоку и обмотать ее зеленой шерстью. Привалять чашелистик. Расправить все лепестки и тычинки (рис. 73).

Рисунок 73. Лилия на каркасе

Подсолнух

Вам потребуется

Кардочесная шерсть желтого, зеленого, коричневого цветов, бисер, мыльный раствор, звездчатая игла для валяния № 38, пупырчатая пленка, нитки, швейная иголка, ножницы.

Ход работы

Лепестки выполняют из двух заготовок круглой формы. Желтую шерсть распушить и выложить на пупырчатую пленку по кругу радиально. Во втором слое выложить шерсть по окружности. Сделать не меньше 4–5 слоев. В каждом слое пряди должны быть выложены в другом направлении. Смочить заготовку мыльным раствором. Накрыть пупырчатой пленкой и гладить пальцами.

Затем свернуть в трубочку. Катать ее. Ножницами надрезать заготовку, разделяя ее на лепестки. Они должны быть равной толщины. Края лепестков закруглить и тщательно свалять звездчатой иголкой № 38. Промыть и высушить деталь. Точно так же выполнить вторую деталь, сделав ее больше на 2–3 см в диаметре. Наложить меньшую деталь на большую и свалять их вместе иголкой № 38 в серединке.

Из коричневой шерсти свалять кружок и прикрепить его к серединке цветка звездчатой иголкой. Пришить бисер на серединку. Кусочек зеленой шерсти сложить овалом и свалять мокрым способом. Затем выложить на деталь тонкие прядки коричневой шерсти в виде жилок и валять дальше. Промыть и высушить листочек. Затем привалять его к цветку, стараясь не задевать бисер (рис. 74).

Рисунок 74. Подсолнух

Ирис

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, желтого, фиолетового, светло-фиолетового, белого цветов, мыльный раствор, крученая иголка № 40, пупырчатая пленка, проволока, ножницы, мат для валяния.

Ход работы

Удобнее сразу выполнить все шесть лепестков. Поэтому надо выкладывать шерсть сразу для всех лепестков. Кусочки проволоки согнуть в форме лепестка. Обмотать их любой ниткой или шерстью. На пупырчатую пленку выложить фиолетовую шерсть в форме овального лепестка. Если делать сразу все лепестки, то надо выложить три светло-фиолетовых лепестка и три фиолетовых.

На заготовки положить каркас из проволоки. Затем выложить следующий слой шерсти. Сначала выложить основной тон. Затем осветлить темные лепестки светло-фиолетовой шерстью, а светлые лепестки – белой. На серединку каждой заготовки выложить тонкую прядку желтой шерсти.

Смочить все мыльным раствором. Накрыть пупырчатой пленкой и свалять. Лепестки должны быть очень плотными, чтобы проволока не вылезла. Сполоснуть водой.

Придать войлоку нужную форму, пока лепестки еще мокрые. Затем все высушить. Готовые лепестки соединить в цветок. Сначала надо связать три светлых листочка и свалять их крученой иголкой. Затем присоединить еще три темных листочка, прикрепляя их иголкой. Листочек выполнить по такой же технологии, только из шерсти зеленого цвета в форме удлиненного овала. Кусок проволоки прикрепить к основанию цветка, обмотать его зеленой шерстью и привалять иголкой. Затем привалять к стеблю листочек.

Кувшинка

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, светло-салатового, белого, желтого цветов, мыльный раствор, обратная иголка № 38, пупырчатая пленка, ножницы.

Ход работы

На пупырчатую пленку выложить расчесанные прядки белой шерсти в виде заостренного лепестка. Прядки шерсти класть по кругу. На нее положить второй слой шерсти, выкладывая прядки в другом направлении.

Затем выложить еще два слоя, полностью повторяя первые два.

Светло-салатовыми прядками шерсти на лепестке выделить жилки. Выполнить шесть лепестков. Смочить лепестки мыльным раствором. Накрыть их пупырчатой пленкой. Тереть, мять, катать детали, свернув в рулет.

Когда все детали станут плотными, их надо промыть теплой водой. Высушить. Готовые лепестки соединить в цветок. Сначала надо прикрепить обратной иголкой № 38 три лепестка. Затем из оставшихся трех лепестков сделать второй круг, располагая их между первыми. Комочек желтой шерсти скрутить в шарик, смочить мыльным раствором и свалять. Сполоснуть теплой водой и высушить. Привалять его в центр цветка. Для валяния листочка зеленую шерсть распушить и выложить несколькими слоями в виде листочка. В каждом слое прядки расположить в противоположном направлении.

Смочить мыльным раствором, накрыть пупырчатой пленкой и свалять. Сполоснуть теплой водой и высушить. Затем привалять обратной иглой к цветку.

ПАННО И КАРТИНЫ ИЗ ВАЛЯНОЙ ШЕРСТИ

Цветочное панно

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, желтого, оранжевого, сиреневого, светло-сиреневого, голубого, белого, красного, черного цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, звездчатые иголки № 36, 38, портновские булавки, нитки, швейные иголки, ножницы, крепление для подвешивания на стену, мат для валяния.

Ход работы

Желтую, сиреневую, белую, голубую, красную шерсть разделить на одинаковые прядки. Каждую прядку сложить пополам и свалять из нее лепесток звездчатыми иголками разной толщины.

Сначала надо пройтись иголками в середине лепестка, затем по его краям. Затем перевернуть лепесток на другую сторону и уплотнить деталь. После этого в середину каждого лепестка выложить тонкую прядку другого цвета. Например, на сиреневые лепестки положить светло-сиреневую шерсть, на белую также можно положить светло-сиреневую прядку.

На голубую заготовку положить белую шерсть, на желтую и красную – оранжевую. Далее продолжить обрабатывать лепестки иголками. Для каждого цветка надо сделать пять лепестков.

Плотность изделия проверить можно очень легко – надо просто нажать на него. Оно должно после нажатия быстро принять исходную форму.

Лепестки одного цвета сложить по кругу так, чтобы их края немного находили друг на друга, и свалять вместе тонкой иглой.

Для серединки надо из желтой, зеленой или черной шерсти сделать небольшую округлую лепешку. Свалять ее звездчатыми иголками. Затем наложить поверх лепестков и прикрепить иголками для валяния.

Зеленую шерсть выложить на мат для валяния в виде листка. Свалять иголками разной толщины. Особо надо обратить внимание на края детали. Затем привалять листочки к цветам.

Стебельки выполнить из зеленой шерсти, скрученной спиралью, мокрым способом. На следующем этапе работы отметить на пупырчатой пленке прямоугольник размером 32 × 42 см. Это размер полотна. Выложить на пупырчатую пленку голубую шерсть, кладя прядки вдоль полотна.

Затем выполнить еще пять слоев. В каждом следующем слое шерсть надо выкладывать в противоположном направлении. Смочить полотно мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Тереть, свернуть в рулет и катать шерсть, пока она не свернется.

Затем снять пленку и внизу выложить зеленую шерсть в виде травки. На верхней половинке положить несколько тонких белых прядок в виде облаков.

Смочить мыльным раствором и продолжить валяние. Когда полотно будет готово, промыть его и высушить.

Собрать композицию из готовых цветов и подколоть все детали к полотну булавками. Затем пришить их швейными нитками или привалять тонкой иглой для валяния.

Пришить к обратной стороне панно крепление для подвешивания на стену.

Панно «Весной в саду»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, желтого, розового, голубого, светло-голубого, темно-голубого, темно-коричневого, черного, серого, сиреневого, белого цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, щетка для валяния, нитки, швейные иголки, ножницы, крепление для подвешивания на стену.

Ход работы

На пупырчатой пленке разметить размеры панно. Затем щеткой для валяния начесать голубую и светло-голубую шерсть. Разложить ее на пупырчатую пленку.

Затем по краям добавить расчесанной темно-голубой шерсти. Нарезать из сиреневой и белой шерсти небольшие клочки и добавить по всему полю полотна. Теперь надо выложить птиц.

Сначала тонкими прядками черной шерсти выложить контуры птиц. Затем заполнить их кусочками черной и серой шерсти. Серую шерсть надо выложить на грудке и сгибах крыльев птиц. Для глаз скатать комочки черной шерсти и выложить на головы. Тонкие белые прядки обмотать вокруг них. Клювы сделать из двух кусочков желтой шерсти, сформировав из них треугольники.

На следующем этапе работы выложить ветки дерева. Темно-коричневые прядки шерсти скрутить спиралью и выложить на полотно. В некоторые места добавить тонкие прядки черной шерсти. Далее надо сделать листочки. Из кусочков зеленой шерсти сформировать овалы и выложить их в размеченные места.

Розовую шерсть разделить на комочки и сформировать из них лепешки, Затем растянуть края лепешек в разные стороны, выделяя отдельные лепестки. Выложить получившиеся цветы на полотно. В серединку цветов положить по кусочку желтой шерсти.

Смочить полотно мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Потереть руками очень осторожно, не сдвигая прядки шерсти. Затем усилить давление на шерсть. Полотно можно свернуть в рулет и катать по столу. Когда войлок сваляется, его надо вымыть и высушить. Прикрепить к обратной стороне крепление для подвешивания на стену (рис. 75).

Рисунок 75. Панно «Весной в саду»

Панно «Японский храм»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть болотного, оранжевого, темно-розового, голубого, светло-голубого, темно-голубого, темно-коричневого, коричневого, черного, серого, сиреневого, белого, темно-серого, красного цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, щетка для валяния, нитки, швейные иголки, ножницы, крепление для подвешивания на стену.

Ход работы

На пупырчатой пленке разметить размеры панно. Затем щеткой для валяния начесать темно-голубую и светло-голубую шерсть.

Разложить ее на пупырчатой пленке. Темно-голубую шерсть положить вниз панно как горы, светло-голубой шерстью выделить небо.

Нарезать из сиреневой, голубой, белой шерсти небольшие клочки и добавить на небо. Тонкие прядки белой шерсти расчесать щеткой и выложить на контуры гор в виде снеговых шапок. Расчесанными клочками серой шерсти сделать тучи. Контуры домов в нижней части панно выделить тонкими черными прядками. Затем заполнить их темно-коричневой шерстью.

Отдельные тени и углы выделить черной шерстью. Крышу сделать из черной шерсти. Тонкими прядками коричневой шерсти нарисовать контуры храма.

Стены выложить из кусочков оранжевой шерсти и украсить их красной шерстью Крышу выполнить темно-серой шерстью. Края крыши выделить тонкими прядками серой шерсти. Нарезать шерсть болотного, темно-серого, темно-розового цветов и выложить этими кусочками низ панно.

Смочить полотно мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Потереть руками, сначала не надавливая на полотно. Затем можно усилить давление на шерсть. Полотно свернуть в рулет и покатать по столу. Затем его промыть в теплой воде и высушить.

Прикрепить к обратной стороне крепление для подвешивания на стену.

Картина «Весной в поле»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, салатового, темно-зеленого, желтого, розового, голубого, светло-голубого, красного, черного, белого цветов, мыльный раствор, звездчатая иголка № 38, пупырчатая пленка, щетка для валяния, нитки, швейные иголки, ножницы, рамка со стеклом.

Ход работы

На пупырчатой пленке разметить размеры картины. Следует помнить, что шерсть при уваливании садится на 30 %, поэтому размеры картины на пленке следует делать больше. Затем щеткой для валяния начесать голубую и светло-голубую шерсть. Разложить ее на пупырчатой пленке в виде неба. Зеленую шерсть также начесать и выложить ею нижнюю часть картины.

Рисунок 76. Картина «Весной в поле»

Затем поверх нее добавить в виде травинок тонкие пряди салатовой шерсти. Сделать облака из кусочков расчесанной белой шерсти. Прядки темно-зеленой шерсти скрутить жгутиками и выложить на полотно – стебельки цветов. Мелкие желтые цветочки можно сделать прямо на полотне.

Из желтой шерсти сформировать круглые лепешки. Их края немного разорвать, формируя отдельные лепестки.

Выложить цветы на полотно. Маки выполнить отдельно. Выложить на кусочек пупырчатой пленки красную шерсть кругом в несколько слоев. В каждом следующем слое шерсть надо выкладывать в противоположном направлении. Затем в середину положить круглый комочек черной шерсти.

Смочить заготовку мыльным раствором, накрыть пупырчатой пленкой и свернуть в трубочку. Катать ее, постепенно увеличивая давление. Время от времени заготовку надо переворачивать на другую сторону и валять дальше.

Затем убрать пупырчатую пленку. Ножницами надрезать заготовку, разделяя ее на лепестки. Обработать края лепестков, придавая им нужную форму и уплотняя звездчатой иголкой № 38.

Цветок промыть теплой водой и высушить. Готовые маки выложить в размеченные места на полотно.

Смочить полотно мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Потереть руками очень осторожно, не сдвигая прядки шерсти, потом усилить давление на шерсть. Полотно свернуть в рулет и катать по столу. Когда войлок сваляется, его надо вымыть и высушить. Вставить картину в рамку (рис. 76).

Картина «Букет сирени»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть светло-зеленого, желтого, голубого, коричневого, светло-коричневого, черного, серого, сиреневого, белого цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, щетка для валяния, ножницы, рамка.

Иглы нагреваются при длительном валянии, теряют закалку и тупятся. Поэтому удобнее использовать сразу 2–3 набора поочередно.

Ход работы

На пупырчатой пленке разметить размеры картины, учитывая усадку шерсти при валянии. Затем щеткой для валяния начесать голубую, белую, желтую, коричневую, светло-коричневую, серую шерсть и выложить ее длинными прядками на пупырчатую пленку в виде фона картины. Серую, коричневую и светло-коричневую шерсть выкладывать по диагонали в нижней части полотна.

Голубую, желтую и белую шерсть выложить вертикально в верхней половине полотна. Затем тонкими прядками светло-коричневой шерсти выделить контуры вазы. В середине вазы коричневыми скрученными прядками сделать ветви сирени.

Саму вазу выложить расчесанной желтой шерстью поверх веток. Нарезать из сиреневой, голубой и белой шерсти небольшие клочки и выложить ими цветы сирени. Затем сформировать из зеленой шерсти овальные листочки и положить их поверх цветов.

Смочить полотно мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Тереть, свернуть в рулет и катать шерсть, пока она не свернется. Когда полотно будет готово, вымыть его и высушить. Вставить картину в рамку.

Картина «Лебединая песня»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, светло-зеленого, оливкового, желтого, розового, голубого, светло-голубого, синего, темно-голубого, красного, черного, темно-желтого, белого цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, щетка для валяния, ножницы, рамка со стеклом.

Ход работы

На пупырчатой пленке разметить размеры картины, учитывая усадку шерсти. Затем щеткой для валяния начесать темно-голубую, синюю, голубую и светло-голубую шерсть. Разложить ее на пупырчатой пленке в виде фона.

Из синей и темно-голубой шерсти сделать воду, светло-голубой и голубой шерстью выложить небо. Затем добавить расчесанные клочки белой шерсти в верхней части картины. Выложить кусты на заднем плане. Для этого расчесанную шерсть оливкового цвета выложить в виде высокой травы. Затем точно так же сделать траву из зеленой и светло-зеленой шерсти, выкладывая ее по очереди.

Расчесать пряди белой шерсти и выложить их на середину полотна овалом. Это туловище лебедя. Затем из длинных прядок сформировать шею. Отдельными прядками выделить крыло.

На место глаза положить комочек черной шерсти. Клюв сделать из прядки красной шерсти. Выложить небольшими прядками белой шерсти лепестки кувшинок.

Серединки выделить желтой шерстью, а листочки сделать из зеленых прядей. Тонкими волнистыми прядками светло-голубой шерсти выделить волны на воде.

Смочить полотно мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Тереть, свернуть в рулет и катать шерсть, пока она не свернется. Когда войлок будет готов, вымыть его и высушить. Вставить картину в рамку.

Картина «Гусиное семейство»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, светло-зеленого, желтого, голубого, темно-серого, светло-серого, красного, белого цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, щетка для валяния, ножницы, рамка.

Ход работы

На пупырчатой пленке разметить размеры картины. Затем щеткой для валяния начесать голубую, зеленую и светло-зеленую шерсть. Разложить ее на пупырчатой пленке в следующем порядке: в верхней части голубую шерсть (небо), затем зеленую шерсть и внизу – светло-зеленую шерсть.

Из прядей желтой шерсти сформировать солнце. Сначала надо проложить лучики, затем сделать лепешку и положить на серединку.

Теперь надо выложить гуся в центральной части картины. Сначала тонкими прядками темно-серой шерсти выложить контуры птицы.

Затем заполнить их кусочками белой и светло-серой шерсти, начиная с шеи и живота и заканчивая спинкой и хвостом. Кошелек сделать из белой шерсти, свернутой кольцом. Темно-серой шерстью выложить контуры крыла птиц. Клюв сделать из комочков красной шерсти. Лапки тоже сделать из красной шерсти.

Из небольших комочков желтой шерсти сформировать гусят и выложить их на полотно. Лапки сделать из красной шерсти.

Смочить полотно мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Потереть руками очень осторожно, не сдвигая прядки шерсти, потом усилить давление на шерсть. Полотно свернуть в рулет и катать по столу. Когда войлок сваляется, его надо вымыть и высушить. Вставить картину в рамку (рис. 77).

Рисунок 77. Картина «Гусиное семейство»

Картина «Вьюга»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть синего, голубого, светло-голубого, темно-серого, светло-серого, коричневого, желтого, белого цветов, шелковые или бамбуковые волокна, мыльный раствор, пупырчатая пленка, щетка для валяния, ножницы, рамка.

Ход работы

На пупырчатой пленке разметить размеры картины. Затем щеткой для валяния начесать голубую, светло-голубую, светло-серую, синюю шерсть. Разложить ее на пупырчатой пленке. В верхней части выложить синюю шерсть – небо. Затем сделать слой голубой и серой шерсти. Закончить полотно светло-голубой шерстью. Начесать белую шерсть и выложить ее по всей картине в виде облачков и завихрений. Из коричневой шерсти сформировать треугольник и положить их на полотно в виде домика. Далее скрутить коричневые прядки в спираль и выложить в виде стволов деревьев. Отдельные ветви сделать из тонких прядей. Куст на переднем плане выполнить из расчесанной темно-серой шерсти. На всех ветвях деревьев и кустов выполнить снег. Для этого белую шерсть разрезать на маленькие кусочки и выложить на картину. Из длинных прядей белой шерсти выполнить снег на крыше дома. Луну выполнить из волокон шелка или бамбука, свернутых в кольцо. Отдельными волокнами выделить завихрения снега по всему полотну. Смочить полотно мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Потереть руками очень осторожно, не сдвигая прядки шерсти, потом усилить давление на шерсть. Полотно свернуть в рулет и катать по столу. Когда войлок сваляется, его надо вымыть и высушить. Вставить картину в рамку.

Картина «Осенний дуб»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, светло-зеленого, желтого, оранжевого, красного, синего, светло-голубого, голубого, коричневого, светло-коричневого цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, щетка для валяния, ножницы, рамка.

Ход работы

На пупырчатой пленке разметить размеры картины. Затем щеткой для валяния начесать голубую шерсть и выложить ее на пупырчатую пленку. Из светло-голубой расчесанной шерсти выполнить облака, расположить их поверх фона.

Теперь надо выложить крону дуба. Расчесанные длинные прядки желтого цвета выложить радиально по кругу, начиная с центра картины. Точно так же положить прядки оранжевой и красной шерсти. Затем надо выделить небо. Для этого выложить по кругу в некоторых местах прядки синей шерсти. Далее сделать листочки. Шерсть красного, желтого, зеленого, оранжевого цветов нарезать на маленькие кусочки и разложить их поверх кроны.

Также надо добавить вкрапления неба из кусочков синей шерсти. Для желудей нарезать коричневую шерсть и выложить на картину – в нижней части кроны и внизу картины. На следующем этапе работы выложить ствол и ветви. Коричневую шерсть скрутить спиральками и выложить поверх кроны, можно положить и расчесанную шерсть. Отдельные веточки сделать светло-коричневой шерстью. Внизу под дубом выполнить несколько желудей из комочков коричневой шерсти. Вставить картину в рамку (рис. 78).

Рисунок 78. Картина «Осенний дуб»

Картина «Березки»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, светло-зеленого, желтого, голубого, светло-голубого, темно-серого, красного, белого цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, щетка для валяния, ножницы, рамка.

Тонина (толщина) – это один из самых важных показателей шерсти. Она обозначает диаметр поперечного сечения одной шерстинки. Обычно ее выражают в микрометрах (тысячных долях миллиметра). Она зависит не только от породы животного, но и от его пола, возраста, условий содержания и кормления.

Ход работы

На пупырчатой пленке разметить размеры картины, учитывая усадку шерсти при валянии. Затем щеткой для валяния начесать голубую, светло-голубую и светло-зеленую шерсть. Разложить ее на пупырчатой пленке в виде фона.

Верх выложить голубой шерстью, середину сделать из светло-голубой шерсти, а низ закрыть светло-зеленой шерстью.

Из небольших расчесанных прядей белой шерсти сформировать облака. В середине выложить голубые холмы и добавить к ним немного желтой и светло-зеленой шерсти.

Нижнюю часть картины оттенить темно-зеленой шерстью. Из красной шерсти выполнить холмики на переднем плане. Начесать зеленую шерсть и выложить ее кроной берез. Желтую шерсть нарезать маленькими кусочками и добавить в крону и вниз в виде отдельных листочков. Из белой шерсти сделать стволы и ветви деревьев. Выделить их тонкими прядками темно-серой шерсти. В последнюю очередь выполнить листья. Нарезать из зеленой, светло-зеленой и желтой шерсти кусочки и разложить их поверх веток и стволов листочками.

Смочить полотно мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Тереть, катать, мять. Когда войлок будет готов, вымыть его и высушить. Вставить картину в рамку.

Картина «Водопад»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, светло-зеленого, желтого, светло-коричневого, голубого, светло-голубого, синего, темно-синего, белого цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, щетка для валяния, ножницы, рамка.

Ход работы

На пупырчатой пленке разметить размеры картины, учитывая усадку шерсти при валянии. Затем щеткой для валяния начесать синюю шерсть. Разложить ее на пупырчатой пленке фоном.

Рисунок 79. Картина «Водопад»

Затем начесать щеткой голубую, светло-голубую шерсть и оттенить ею небо. В нижней части картины показать глубину воды темно-синей шерстью. Из небольших расчесанных прядей белой шерсти сформировать облака.

Водопад выполнить из расчесанных прядей светло-голубой и белой шерсти, выложив их снизу вверх. Причем в верхней части их надо класть гуще, чем в нижней. С левой стороны сделать берег из желтой шерсти.

Добавить немного светло-зеленой шерсти. С правой стороны сделать кусты из расчесанной зеленой и светло-зеленой шерсти.

На берегу выделить из расчесанной зеленой шерсти крону сосны. Затем из длинных прядок светло-коричневой шерсти сделать ствол и ветки.

После чего нарезать зеленую и светло-зеленую шерсть и прикрепить кусочки к полотну вокруг отдельных веток, мочить полотно мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Тереть, мять, катать шерсть, пока она не свернется.

Когда войлок будет готов, вымыть его и высушить. Вставить картину в рамку (рис. 79).

Картина «Букет для мамы»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть зеленого, светло-зеленого, желтого, голубого, светло-голубого, черного, красного, белого цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, щетка для валяния, ножницы, рамка.

Ход работы

На пупырчатой пленке разметить размеры картины, учитывая усадку шерсти при валянии. Затем щеткой для валяния начесать светло-голубую шерсть и выложить ею фон картины.

Из прядок голубой шерсти сделать вазу. Затем сформировать из расчесанной зеленой шерсти овалы и выложит их на полотно – это будут листочки. Выделить на них жилки тонкими прядками светло-зеленой шерсти. Скрутить прядки зеленой шерсти и разложить их на полотне стебельками.

Теперь надо сделать ромашки. Прядки белой шерсти одинаковой длины выложить радиально в виде круга в размеченных местах. Надо четко определить границы лепестков.

Затем из округлой лепешки желтой шерсти сделать серединки цветов. Из голубой шерсти сделать округлую лепешку и выложить ее в центре букета. Серединку выделить светло-зеленым комочком. Пряди красной шерсти разложить кругами для маков. Центр цветов заполнить черной шерстью. На нее выложить маленькие комочки желтой шерсти. Смочить полотно мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Тереть, мять, катать шерсть, пока она не свернется. Когда войлок будет готов, вымыть его и высушить. Вставить картину в рамку.

Картина «Заход солнца»

Вам потребуется

Кардочесная шерсть желтого, голубого, синего, насыщенно-синего, сиреневого, черного, розового, оранжевого, рыжего, светло-желтого цветов, мыльный раствор, пупырчатая пленка, щетка для валяния, ножницы, рамка.

Ход работы

На пупырчатой пленке разметить размеры картины, учитывая усадку шерсти при валянии. Затем щеткой для валяния начесать всю шерсть отдельно друг от друга. Всю шерсть выкладывать горизонтальными прядками.

Оранжевую шерсть выложить отдельными прядями в центре картины. Это основа для заходящего солнца. Вокруг нее выложить пряди сиреневой и розовой шерсти. По углам картины надо сделать акцент тонкими прядками черной шерсти.

Теперь можно начать выкладывать море и небо синей и насыщенно-синей шерстью, заполняя все оставшееся пустое пространство. Вновь на середину картины выложить оранжевую шерсть и немного желтой. Между ними добавить немного рыжей шерсти. Желтой шерстью выполнить солнце, свернув прядку в круг. Блики на воде и свечение вокруг солнца сделать светло-желтой шерстью. Границу между морем и небом выделить тонкими прядками голубой шерсти. Затем добавить на воде отсвет от солнца желтой шерстью. Смочить полотно мыльным раствором и накрыть пупырчатой пленкой. Тереть, свернуть в рулет и катать шерсть, пока она не сваляется. Когда войлок будет готов, вымыть его и высушить. Вставить картину в рамку (рис. 80).

Рисунок 80. Картина «Заход солнца»

Заключение

Шерсть – это один из самых интересных материалов для творчества. Из нее можно сделать множество интересных и оригинальных вещей для дома, отделки одежды. Как вы уже убедились, прочитав эту книгу, валять шерсть довольно легко. Главное – это иметь большое желание, время, самые простые материалы и инструменты. Освоив данное мастерство, вы всегда сможете украсить свой дом оригинальными изделиями. Кроме того, ваши изделия станут прекрасным подарком для близких и знакомых.

На прощание хочется дать еще несколько советов по уходу за валяными изделиями. Ухаживать за ними просто. Войлок, благодаря своим качествам, пачкается не сильно, его можно просто очистить обычной одежной щеткой. Для более сильных загрязнений потребуется стирка. Стирать войлочные изделия надо в прохладной воде, руками. Выжимать не рекомендуется. Если вещь села, то перед сушкой ее надо растянуть во всех направлениях.

Такие вещи, как сумки и тапочки, перед сушкой следует набивать бумагой, чтобы они не потеряли форму. Войлочные игрушки лучше отдать в химчистку для сухой чистки или просто пропылесосить. Вот и все маленькие хитрости в уходе за войлоком. Удачи вам!

Когда вы приобретете достаточно опыта в валянии войлока, попробуйте выложить фотографии своих работ в Интернете на специализированных сайтах, посвященных рукоделию.

Фелтинг – это еще и способ получения дополнительного дохода. Умение сотворить из бесформенного куска шерсти красивую и полезную вещь дано не каждому. Если вы по-настоящему увлечетесь войлоковалянием и достигнете на этом поприще успехов, то сможете изготавливать валяные вещи на заказ. Известно немало случаев, когда хобби становилось профессией.

Иллюстрации

Content

Вера Николаевна Преображенская
Фелтинг. Удивительные поделки из свалянной шерсти

Введение

ВСЕ О ШЕРСТИ

Что такое валяние

История валяния шерсти

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Растительные волокна

Синтетические волокна

Инструменты для валяния

Типы игл по валянию

ЭТАПЫ РАБОТЫ С ШЕРСТЬЮ

Подготовка шерсти к валянию

Сухое валяние

Мокрое валяние

Нуно-войлок

Степень готовности шерсти

ИГРУШКИ ИЗ ВАЛЯНОЙ ШЕРСТИ

Ежик

Лягушка

Лесовичок

Синичка

Зайка-девочка

Гномик

Полосатый жук

Мышка-норушка

Пантера

Ослик

Божья коровка

Панда

Рыжик

Белая крыса

Киска-модница

Мишутка

Домовенок

Летучая мышь

Снеговик

Крот-счетовод

Слоник

Серенький любимец

Овечка

Цыпленок

Украиночка

ДЕКОРИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ ИЗ ВАЛЯНОЙ ШЕРСТИ

Декорирование сумки «Букет смородины»

Сумка с лилией

Сумка «Сакура»

Чехол для телефона «Цветок»

Полосатая сумка

Сумка с розой

Сумочка с орхидеей

Палантин «Мечты»

Палантин «Морские мотивы»

Шарф «Вдохновение»

Палантин «Египетские мотивы»

Шарф «Паутинка»

Горжетка с кружевом

Зеленая косметичка

Волшебные черевички

Полосатый палантин

Валяные тапочки

Валеночки

Варежки

Палантин «Маки»

Палантин «Незабудки»

Горжетка «Голубые мечты»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БИЖУТЕРИИ ИЗ ВАЛЯНОЙ ШЕРСТИ

Сережки «Птички»

Брелок с листочком

Колье «Радужное»

Серьги «Рыбки»

Колье «Павлин»

Колье оранжевое

Бусы «Малахитовая сказка»

Серые бусы

Бусы «Малиновый звон»

Бусы «Нежность»

Бусы «Черная ночь»

Браслет

Колье «Первая весна»

Резинка для волос «Маки»

Заколка для волос «Ромб»

Брелок «Треугольники»

Комплект «Оранжевое лето»

Резинка для волос «Человечек»

Детское колье «Вишенки»

Браслет для дочки

Комплект «Летнее небо»

Брошь «Сердечко»

Кулон «Небесные дали»

ЦВЕТЫ ИЗ ВАЛЯНОЙ ШЕРСТИ

Тюльпан

Лилия

Ромашка

Ночной цветок

Мак

Анютины глазки

Орхидея

Незабудка

Тигровая лилия

Астра

Роза (1-й вариант)

Цветок яблони

Волшебный цветок

Желтое чудо

Петунии

Роза (2-й вариант)

Цветы шиповника

Лилия на каркасе

Подсолнух

Ирис

Кувшинка

ПАННО И КАРТИНЫ ИЗ ВАЛЯНОЙ ШЕРСТИ

Цветочное панно

Панно «Весной в саду»

Панно «Японский храм»

Картина «Весной в поле»

Картина «Букет сирени»

Картина «Лебединая песня»

Картина «Гусиное семейство»

Картина «Вьюга»

Картина «Осенний дуб»

Картина «Березки»

Картина «Водопад»

Картина «Букет для мамы»

Картина «Заход солнца»

Заключение

Иллюстрации